TCVN6758:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6758:2015 về Phương tiện giao thông đường bộ - Kính an toàn và vật liệu kính an toàn - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6758:2015 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KÍNH AN TOÀN VÀ VẬT LIỆU KÍNH AN TOÀN - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles - Safety glazing and glazing material - Requirements and test methods in type approval Lời nói đầu TCVN 6758:2015 thay thế TCVN 6758:2000. TCVN 6758:2015 được biên soạn trên cơ sở ECE 43/R 3. TCVN 6758:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN /T C 22 “Phương tiện giao thông đường bộ” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất l ượng đề nghị , Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KÍNH AN TOÀN VÀ VẬT LIỆU KÍNH AN TOÀN - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles - Safety glazing and glazing material - Requirements and test methods in type approval 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho: a) Vật liệu kính an toàn được sử dụng l à m kính chắn gió, các loại kính cửa, kính làm vách ngăn lắp đặt trên xe loại L có thân xe, loại M, N, O v à T 1) . b) Đ ố i v ớ i các xe thuộc loại M, N và O , chỉ áp dụng đối với vật liệu kính được sử dụng trên xe. Trong c ả 2 trường hợp trên, Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại kính sử dụng trên các loại đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu và các bảng đồng h ồ , trang thiết bị, các loại kính chống đạn và cửa sổ kép 2 Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 2.1 Kính độ bền cao (Toughened-glass) Loại kính chỉ có một lớp kính đ ã được xử lý đặc biệt để tăng độ bền cơ học và độ phân m ả nh khi bị vỡ. 2.2 Kính nhi ề u lớp (Laminated-glass) Loại kính c ó hai hoặc nhiều lớp kính được gắn với nhau bằng một hoặc nhiều lớp trung gian b ằ ng vật liệu dẻo. Kính nhiều lớp có hai loại dưới đây: 2.2.1 Kính nhiều lớp thông thường (Ordinary Laminated-glass) Loại kính không có lớp kính n à o của nó được xử lý. 2.2.2 Kính nhiều lớp được xử lý (Treated Laminated-glass) Loại kính có í t nhất một lớp kính của nó được xử lý đặc biệt để tăng độ bền cơ h ọ c và các điều kiện phân mảnh của kính sau khi va đập. 2.3 Lớp trung gian (Interlayer) Vật liệu được dùng để gắn kết các lớp kính khác nhau của kính nhiều lớp. 2.4 Kính an toàn phủ vật liệu dẻo (Safety-glass faced with plastics material) Loại kính như loại kính nêu tại 2.1 hoặc 2.2 có phủ một lớp vật liệu dẻo trên bề mặt phía trong xe khi kính được lắp trên xe. 2.5 Kính thủy tinh - vật liệu dẻo (Glass- plastics) Loại kính nhiều lớp, trong đó có một lớp kính thủy tinh và một hay nhiều lớp vật liệu dẻo và ít nhất một lớp vật liệu dẻo này phải làm việc như lớp trung gian. Một (hoặc nhiều) lớp vật liệu dẻo là bề mặt phía trong. 2.6 Kính vật liệu dẻo (Plastic glazing) Loại kính làm bằng vật liệu mà thành phần ch ủ y ế u gồm một hoặc nhiều chất hữu cơ trùng hợp cao phân tử, ở dạng rắn khi sử dụng và có thể định dạng được tại một số công đo ạ n trong quy trình sản x u ất. 2.6.1 Kính vật liệu dẻo không thể u ố n (Rigid plastic glazing) Loại kính làm bằng vật liệu dẻo không bị uốn quá 50 mm theo phương thẳng đứng trong phép thử uốn 2.6.2 Kính vật liệu d ẻ o có thể uốn (Flexible plastic gla zi ng) Loại kính làm bằng vật liệu dẻo bị uốn quá 50 mm theo phương thẳng đứng trong phép thử uốn. 2.7 Cửa sổ kép (Double window) Cửa sổ có lắp 2 kính riêng biệt nhau trên cùng một ô cửa của xe. 2.8 Kính ghép (Multiple-glazed unit) Khối g ồ m ít nhất hai tấm kính song song được lắp ráp cố định với nhau ở nhà máy và cách nhau bởi một hoặc nhiều khe h ở . 2.8.1 Kính ghép đối xứng (Symmetrical Multiple-glazing unit) Kính ghép với tất cả các tấm kính của nó là cùng loại (V Í DỤ c ù ng là kính độ bền cao đồng nhất). 2.8.2 Kính ghép kh ô ng đối xứng (Asymmetrical Multip l e-glazing unit) Kính ghép khác với kính ghép đối xứng. 2.9 Kính ch ố ng đạn (“Bullet resistant glazing” hoặc “Bullet-proof glazing”) Kính được thiết kế để chống được đạn của c á c loại súng cầm tay. 2.10 Đặc tính chủ yếu (Principal characteristic ) Một đặc tính làm thay đổi một cách r õ ràng các đặc tính quang học và/hoặc các đặc tính cơ học của vật liệu kính an toàn mà các đặc tính này không phải không quan trọng đối với chức n ă ng của kính sử dụng trên xe. Thuật ngữ này cũng bao gồm nhãn hiệu hoặc ký hiệu thương mại do người s ở hữu phê duyệt định ra. 2.11 Đặc tính phụ (Secondary characteristic) Một đặc tính có khả năng làm thay đổi đặc tính quang học và/hoặc đặc tính cơ học của vật liệu kính an toàn mà các đặc tính này có ý nghĩa quan trọng đối với chức năng của kính trên xe. Phạm vi của thay đổi như vậy được đánh giá liên quan đến chỉ s ố cản tr ở . 2.12 Chỉ số cản trở (Indices of difficulty) Bao gồm hệ thống phân loại hai giai đoạn, áp dụng để quan sát sự biến đ ổ i trong thực tế của mỗi một đặc tính phụ. Sự thay đ ổ i từ chỉ số ‘1’ đến chỉ số ‘2’ chỉ ra mức độ cần thiết cho các phép thử bổ sung 2.13 Kính chắn gió ( W indscreen) Kính nằm phía trước người lái xe và người lái quan sát đường đi phía trước của xe qua kính này. 2.14 Bề mặt khai tri ể n của kính chắn gió (Develope d area of a w indscreen) Bề mặt của tấm kính phẳng hình chữ nhật nhỏ nhất, từ đó có thể chế tạo được kính chắn gió tương ứng. 2.15 Góc nghiêng của kính chắn gió (Inclination angle of a windscreen) Góc giữa đường thẳng thẳng đứng và đường đi qua cạnh đỉnh và cạnh đáy của kính chắn gió; hai đường thẳng này cùng nằm trên mặt phẳng thẳng đứng đi qua trục dọc của xe. 2.15.1 Phép đo góc nghiêng phải được thực hiện khi xe đỗ trên mặt nền phẳng nằm ngang. Đối với xe ch ở khách, phép đo được thực hiện khi xe ở trạng thái sẵn sàng hoạt động, xe phải có đầy đủ nhiên liệu, nước làm mát, dầu bôi trơn, các d ụ ng cụ thiết bị kèm theo xe và bánh xe dự phòng hoặc các bánh xe (nếu chúng được cung c ấ p như là thiết bị tiêu chuẩn của nhà sản xuất). Phép đo được thực hiện với khối lượng của lái xe, đối với xe chở khách thêm một người ng ồ i gh ế trước; khối lượng của lái xe và người ngồi trước là 75 ±1 kg mỗi người. 2.15.2 Các xe có hệ thống treo th ủy khí, kh í nén hoặc thủy lực hoặc các xe có thiết bị tự động điều chỉnh khoảng sáng gầm xe tương ứng với tải trọng thì phép đo ph ả i được thực hiện ở điều kiện vận hành bình thường do nh à s ả n xuất quy định. 2.16 Nh óm kính chắn gió (Group of winds c reens) Một nhóm các kính chắn gió có các kích cỡ và h ì nh dạng khác nhau cùng là đối tượng để thử đặc tính cơ học, độ phân mảnh và độ bền đối với môi trường. 2.16.1 Kính chắn gió phẳng (Flat windscreen) Kính chắn gió có đường cong thông thường với chiều cao phân đoạn cong không lớn hơn 10 mm/m. 2.16.2 Kính chắn gió cong (Curved windscreen) Kính chắn gió có đường cong thông thường với chiều cao phân đoạn cong lớn hơn 10 mm/m. 2.17 T ấ m kính (pane) Một phần nhỏ kính riêng biệt, nhưng không phải của kính chắn gió. 2.17.1 T ấ m kính cong (curved pane) Tấm kính có chiều cao phân đoạn “h” lớn hơn 10 mm/m. 2.17.2 T ấ m kính phẳng (flat pane) Tấm kính có chiều cao phân đoạn “h” nhỏ hơn 10 mm/m. 2.18 Chiều cao phân đoạn h (High t of segment “h”) Khoảng cách lớn nhất giữa bề mặt bên trong của tấm kính với mặt phẳng đi qua các đầu của tấm kính, được đo tại góc vu ô ng tương đối với t ấ m kính (xem H ì nh 1, Phụ lục T). 2.19 Kiểu vật liệu kính an toàn (Type of sa f ety glazing material) Tấm kính được xác định từ 2.1 đến 2.7 không có các khác nhau cơ bản nào, đặc biệt đối với đặc tính ch ủ yếu và đặc tính phụ được xác định trong các Phụ lục từ D đến N và từ Phụ lục Q đến Phụ lục S). 2.19.1 Mặc dù sự thay đổi các đặc tính chủ yếu chứng t ỏ rằng sản phẩm là loại mới, nó vẫn được chứng nhận rằng, trong các trường hợp n à o đó, nếu có sự thay đổi hình dạng và kích thước th ì v ẫ n không cần thi ế t phải yêu cầu thực hiện toàn bộ các phép thử. Các phép thử yêu cầu được quy định trong từng phụ lục c ụ thể. Các tấm kính được tạo thành nh ó m nếu chúng có các đặc tính chủ yếu tương tự nhau. 2.19.2 C á c t ấ m kính chỉ khác nhau về các đặc tính phụ phải được coi là cùng loại; phép thử phải được thực hiện trên các mẫu của các tấm kính như vậy nếu việc thực hiện các phép thử này được quy định một cách rõ ràng trong các điều kiện thử. 2.20 Độ dày danh nghĩa (Nominal thickness) Độ dày thiết kế của cơ sở sản xuất với sai số ± (n x 0,2) mm. ở đây n là số lượng lớp kính của tấm kính 2.21 B á n kính cong r (Curvature ‘r’ ) Giá trị gần đúng của bán kính cong nhỏ nhất của kính chắn gió được đo ở vùng có độ cong lớn nhất. 2.22 Ch ỉ tiêu chấn thương sọ n ã o “HIC” (Head Inj ury Criteria) Giá trị đặc trưng cho mức độ chấn thương sọ não xảy ra do lực quán tính, khi đầu va đập trực diện vuông góc với kính. 2.23 Vật liệu kính an toàn cần thiết đối với tầm nhìn của người lái (Safety glazing material requisite for driver visibility) 2.23.1 Vật liệu kính an toàn c ầ n thiết đối với tầm nhìn phía trước của người lái (Sa f ety glazing material requisite for driver’s forward field of v ision) Vật liệu của tất cả các kính đặt trước mặt phẳng đi qua điểm R của người lái và vuông góc với mặt phẳng trung tuyến d ọ c xe; người lái phải nhìn qua kính này khi lái hoặc chuyển hướng xe. 2.23.2 Vật liệu kính an toàn cần thiết đối với tầm nhìn phía sau của người lái (Safety glazing material requisite for driver’s rearward fieid of v ision) Vật liệu của tất cả các kính đặt sau mặt phẳng đi qua điểm R của người lái và vuông góc với mặt phẳng trung tuyến dọc xe; người lái phải nhìn qua kính này khi lái hoặc chuyển hướng xe. 2.24 Vùng chắn sáng (Opaque obscuration) Vùng trên kính không cho ánh sáng đi qua, bao gồm các vùng in lụa, in điểm nhưng không bao gồm vùng giảm sáng 2.25 Vùng giảm sáng (Shade band) Các vùng tr ê n kính chỉ cho một phần ánh sáng đi qua (ánh sáng bị cản lại một phần khi đi qua kính), ngoại tr ừ vùng chắn sáng. 2.26 Vùng truy ề n sáng của k í nh chắn gió (Transparent area of the Windscreen) Vùng kính nằm trong đường bao ngoài thiết kế của kính, ngoại trừ vùng chắn sáng (xem Phụ lục U) nhưng bao gồm cả vùng giảm sáng. 2.27 Đường bao ngoài thiết kế của kính (Design glass outline): Khoảng trống thiết kế lớn nhất của xe được thiết kế để lắp kính, được xác định bằng độ thông qua l ớ n nhất của khoảng trống và xác định trước khi lắp kính; nó bao gồm tất cả các phần trang trí, ngoại tr ừ các dải chắn sáng 2.28 Độ méo quang học (Optical distortion) Lỗi quang học trên kính chắn gió l à m thay đổi sự xuất hiện vật được nhìn qua kính chắn gió. 2.29 H ì nh ảnh thứ c ấ p (Secondary image) Hình ảnh không xác thực hoặc bóng mờ thêm vào hình ảnh thật rõ nét, thường nhìn thấy vào ban đêm khi vật thể đang được nhìn rất chói sáng liên quan đến môi trường xung quanh của nó, ví dụ như vệt sáng của xe khi đang đến gần. 2.30 Sự phân tách hình ảnh thứ cấp (Secondary image separation) Độ lớn của góc giữa hình ảnh thứ cấp và hình ảnh nguyên thủy. 2.31 Hệ số truyền sáng thông thường (Regular light transmittance) Hệ số truyền sáng được đo vu ô ng góc với kính 2.32 Góc lưng ghế theo thiết kế ( Design seat-back angle) Góc giữa đường thẳng đứng đi qua điểm R và đường thân người do nhà sản xuất xe qui định. 2.33 M ẫ u (Sample) Phần nhỏ kính được chuẩn bị riêng biệt đại diện cho sản phẩm đã hoàn thiện hoặc phần kính cắt ra từ s ả n ph ẩ m đã hoàn thiện. 2.34 M ẫ u thử (Test piece) Mẫu hoặc sản phẩm kính đã hoàn thiện. 2.35 Kiểu loại xe (Type of vehicle) Đối với lắp đặt kính an toàn, kiểu loại xe là các xe cùng kiểu loại khi không khác nhau ít nhất các thông số sau đây: (a) Nhà sản xuất (b) Qui định về kiểu loại của nhà sản xuất (c) Các thông s ố cơ bản của kết cấu và thiết kế 2.36 Vị tr í lái trung t â m (Central driving position) Được xác định khi tọa độ Y của điểm R nằm trong vùng ± 60 mm t í nh từ tọa độ 0 của điểm Y. 3 Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử 3.1 Tài liệu kỹ thuật Với mỗi loại kính an toàn, tài liệu kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu sau: 3.1.1 Mô tả kỹ đặc tính thuật bao gồm tất cả các đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ và 3.1.2 Các yêu cầu sau đây đối với 3.1.2.1 Đối với kính không phải kính chắn gió, các bản vẽ phải chỉ ra: vùng cực đại; góc nh ỏ nhất gi ữ a hai cạnh k ề nhau của tấm kính; chiều cao phân đoạn lớn nhất. 3.1.2.2 Đối với kính chắn gió a) Danh mục của các mẫu kính chắn gió đang đề nghị chứng nhận, ghi r õ tên của nhà sản xuất xe, kiểu và loại của xe. b) Các bản vẽ phải theo tỷ lệ 1:1 cho loại xe M1 và 1:1 hoặc 1:10 cho tất cả các loại xe khác. Trên b ả n vẽ, sơ đồ của kính chắn gió và vị trí của nó trên xe phải chỉ r õ được các thông số sau đây: Vị trí của kính liên quan đến điểm R của chỗ ngồi lái xe; Góc nghiêng của kính; Góc nghiêng của lưng ghế ngồi; V ị tr í và kích thước của vùng phải xác nhận lại chất lượng quang học, nếu áp dụng, các vùng có độ cứng khác nhau; Bề mặt khai triển; Chiều cao phân đoạn lớn nhất; Bán kính cong nhỏ nhất (ch ỉ sử dụng cho mục đích phân loại nhóm kính chắn gió). 3.1.2.3 Đối với kính ghép, sơ đồ của kính được trình bày trong khổ gi ấ y A4 hoặc được gấp lại theo khổ A4, trên đó chỉ rõ (ngoài các thông tin trong 3.1.2.1 trên): Ki ể u loại của mỗi một tấm kính thành phần Kiểu l à m kín Chiều rộng danh nghĩa của khe h ở giữa hai tấm kính. 3.2 M ẫ u th ử Phải có đ ủ số lượng theo quy định các mẫu thử và các mẫu thành phẩm của các kiểu kính đã chọn đ ể thực hiện thử. Nếu cần, số lượng này phải được th ỏa thuận với phòng thử nghiệm của cơ quan có thẩm quyền hoặc với cơ quan có th ẩ m quyền chứng nh ậ n (sau đ â y gọi là phòng thử nghiệm). 4 Yêu cầu chung 4.1 Tất cả các vật liệu kính, bao gồm cả vật liệu để sản xuất kính chắn gi ó , phải giảm đến mức t ố i đa nguy cơ gây thương tích cho người khi kính bị vỡ. Vật liệu kính phải có đủ độ bền đối với các điều kiện nhiệt độ và khí quyển, các tác dụng hóa học, cháy và mài mòn khi tham gia giao thông. 4.2 Vật liệu kính an toàn phải đủ trong suốt, các hình ảnh không bị méo mó khi nhìn qua kính chắn gió, không gây ra lẫn lộn giữa các màu được sử dụng trong các bảng hiệu giao thông và đèn tín hiệu. Trường hợp kính chắn gió bị vỡ, người lái xe vẫn còn khả năng quan sát đường rõ ràng đ ủ đ ể phanh và dừng xe an toàn. 5 Yêu cầu riêng Tất cả các loại kính an toàn, phụ thuộc vào kiểu loại kính, phải thỏa mãn các yêu cầu riêng sau đây: 5.1 Đối với kính chắn gió có độ bền cao, các yêu cầu trong Phụ lục D. 5.2 Đối với kính độ bền cao đồng nhất, các yêu cầu trong Phụ lục E. 5.3 Đối với kính chắn gió nhiều lớp thông thường, các yêu cầu trong Phụ lục F. 5.4 Đối với kính nhiều lớp thông thường, các yêu cầu trong Phụ lục E. 5.5 Đối với kính chắn gió nhiều lớp loại được xử lý, các yêu cầu trong Phụ lục H. 5.6 Đối với kính an toàn phủ vật liệu dẻo, ngoài các yêu cầu có liên quan được liệt kê ở trên c ò n có các yêu cầu trong Phụ lục K. 5.7 Đối với kính chắn gió loại thủy tinh - vật liệu dẻo, các yêu cầu trong Phụ lục L. 5.8 Đối với kính loại thủy tinh - vật liệu dẻo, các yêu cầu trong Phụ lục M; 5.9 Đối với các kính gh é p, các yêu cầu trong Phụ lục N. 5.10 Đối với kính vật liệu dẻo không thể uốn, các yêu cầu trong Phụ lục Q. 5.11 Đối với kính vật liệu dẻo có thể uốn, các yêu cầu trong Phụ lục R. 5.12 Đối với kính ghép vật liệu dẻo không thể uốn, các yêu cầu trong Phụ lục S . Bảng 1 - Các phép thử đ ố i v ớ i kính an toàn Các ph é p thử Kính chắn gió Các loại kính khác kính chắn gió Kính độ bền cao Kính nhiều lớp thông thường Kính nhiều lớp được xử lý Kính thủy tinh-vật liệu dẻo Kính độ bền cao Kính nhiều lớp Kính thủy tinh-vật li ệ u dẻo I l- P II Il-P III Ill-P IV Độ phân mảnh D/2 D/2 - - H/4 H/4 - E/2 - - Độ bền cơ học - Bi 227 gam - - F/4.3 F/4.3 F/4.3 F/4.3 F/4.3 E/3.1 G/3 M/3 - Bi 2260 g am - F/4.2 F/4.2 F/4.2 F/4.2 F/4.2 - - - - Thử bằng ch u ỳ th ử 1/ D/3 D/3 F/3 F/3 F/3 F/3 F/3 - - - Mài mòn: - Bề mặt ngoài - - F/5.1 F/5.1 F/5.1 F/5.1 F/5.1 - F/5.1 F /5.1 - Bề mặt trong - K/2 - G/2 - G/2 G/2 G/2 2/ K/2 2/ K/2 Nhiệt độ cao - C/5 C/5 C/5 C/5 C/5 C/5 C/5 Phát xạ - C/6 C/6 C/6 C/6 C/6 C/6 C/6 C/6 Độ ẩm - C/7 C/7 C/7 C/7 C/7 C/7 C/7 2/ C/7 C/7 Hệ số truyền sáng C/9.1 C/9.1 C/9.1 C/9.1 C/9.1 C/9.1 C/9.1 C/9.1 C/9.1 C/9.1 Độ méo quang học C/9.2 C/9.2 C/9.2 C/9.2 C/9.2 C/9.2 C/9.2 C /9.2 3/ - - Hình ảnh thứ cấp C/9.3 C/9.3 C/9.3 C/9.3 C/9.3 C/9.3 C/9.3 C/9.3 3/ - - Thay đ ổ i nhiệt độ - C/8 - C/8 - C/8 C/8 C/8 2/ C /8 2/ C/8 T í nh chịu lửa - C/10 - C/10 - C/10 C/10 C /10 2/ C/ 10 2/ C/10 Độ bền hóa học - C/11 - C/11 C/11 C/11 C /11 2/ C/11 2/ C/11 CHÚ TH Í CH: 1/ Phép thử n à y c ò n được thực hiện cho kính kép quy định trong phụ lục N, N.3 2/ Nếu phủ lên bề mặt phía trong vật liệu bằng chất dẻo 3/ Phép thử này ch ỉ thực hiện trên kính chắn gi ó độ bền cao đ ồ ng nhất cho xe c ó t ố c độ lớn nh ấ t 40 km/h Ký hiệu D/4.3 cho biết phép thử và yêu c ầ u cho trong D.4.3, Phụ lục D và C.9. 1 cho biết phép thử và yêu cầu cho trong C.9. 1, Phụ lục C 6 Các phép thử 6.1 Các phép thử đối với vật liệu kính an toàn cho trong 6.2 và 6.3. 6.2 Các phép thử đối với kính an toàn cho trong Bảng 1 dưới đây: 6.3 Các phép thử đối với vật liệu kính an toàn bằng vật liệu dẻo cho trong B ả ng 2 dưới đây: Bảng 2 - Các phép thử đối với kính an toàn vật liệu dẻo Phép thử Kính vật liệu dẻo kh ô ng phải kính chắn gió Kính vật liệu dẻo không th ể uốn Kính ghép Kính có thể uốn đ ư ợc Xe cơ giới Xe rơ mo ó c và không ng ườ i lái Xe cơ giới Xe rơ moóc và không người lái Uốn C/12 C/12 C/12 C/12 C/12 Bi 227 g Q/5 Q/5 S/5 S/5 R/5 Chùy thử 1/ Q/4 - S/4 - - Truyền sáng 2/ C/9.1 - C/9.1 - C/9.1 Chịu lửa C/10 C/10 C/10 C/10 C /10 Độ bền h ó a học C/11 C /11 C/11 C /11 C /11 Mài mòn Q/6.1 - S/6.1 - - Thời tiết C/6.4 C/6.4 C/6.4 C/6.4 C/6.4 Độ ẩm Q/6.4 Q/6.4 Q/6.4 Q/6.4 - Cắ t ngang C/13 - C/13 - - CHÚ THÍCH: 1/ Các yêu cầu thử nghiệm ph ụ thuộc vào vị trí của kính lắp tr ê n xe. 2 / Ch ỉ áp dụng đối với kính lắp ở vị trí có yêu cầu tầm nhìn cho người lái. 6.4 Vật liệu kính an toàn s ẽ được phê duyệt nếu thỏa mãn tất cả các yêu cầu bắt buộc theo phân loại trong hai bảng trên. 7 Thay đổi hoặc mở rộng chứng nhận một kiểu kính an toàn 7.1 Mỗi một thay đổi kiểu kính an toàn hoặc mỗi bổ sung một kiểu kính chắn gió vào một nhóm phải không gây ra ảnh hưởng xấu đáng kể. Đối với kính chắn gió thì một kiểu mới phải phù hợp với nhóm kính chắn gió đã được chứng nhận, và đối với vật liệu kính an t oà n thì phải đáp ứng các yêu cầu đã nêu. 7.2 Khi cần thiết phải xem xét báo cáo kết quả thử chi tiết hơn từ phòng thử nghiệm. Phụ lục A (Tham khảo) (khổ giấy A4: 210 x 297 mm) Thông báo Công bố bởi: Cơ quan có th ẩ m quyền ……………………… ……………………… ……………………… V ề (2) : Cấp chứng nhận Không c ấ p chứng nhận Cấp chứng nhận mở rộng Thu hồi chứng nhận Chấm dứt sản xuất một kiểu lo ạ i của vật liệu kính an toàn theo quy định của ECE 43 Chứng nhận số: ………………. Chứng nhận mở rộng s ố : ……………….. A.1 Loại vật liệu kính an toàn: A.2 Mô t ả kiểu loại kính: xem Phụ lục A1 , A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 (1) , với kính chắn gió xem Phụ lục A10. A.3 Tên hoặc nh ã n hiệu thương mại A.4 Tên và địa ch ỉ nhà s ả n xu ấ t: A.5 Nếu được, tên và địa chỉ đại diện nhà sản xuất: A.6 Đề nghị phê duyệt ngày: A.7 Phòng thử nghiệm: A.8 Ngày phòng thử nghiệm hoàn thành báo cáo: A.9 Số của báo cáo: A.10 Kiểu loại được chấp nhận/không chấp nhận/mở rộng/thu hồi (2) A.11 Lý do mở rộng kiểu loại: A.12 Chú thích: A.13 Địa điểm phòng thử nghiệm: A.14 Ngày: A.15 Chữ ký: A.16 Danh mục các tài liệu đã lưu cùng với cơ quan quản lý, cơ quan đã thừa nhận kiểu loại, hiệu lực theo đề nghị và được bổ sung thông báo này. Phụ lục A - Phụ lục A1 (Tham khảo) Kính chắn gió độ bền cao (Đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ được xác định trong Phụ lục D hoặc K) Giấy chứng nhận số: ................................. Giấy chứng nhận mở rộng số: …………………. Đặc tính chủ yếu: Loại hình dáng: ................................................................................................................... Loại chiều dày: .................................................................................................................... Chiều dày danh nghĩa của kính chắn gió: .............................................................................. B ả n ch ấ t của vật liệu và kiểu loại của các lớp phủ vật liệu dẻo: ............................................. Chi ề u dày danh nghĩa của các lớp phủ vật liệu dẻo: .............................................................. Đặc tính phụ: B ả n ch ấ t của vật liệu (Kính phẳng/kính nổi/kính tấm mỏng): ................................................... M à u của kính: ...................................................................................................................... Màu của các lớp phủ vật liệu dẻo: ........................................................................................ Các ch ấ t dẫn nhiệt đ ã gắn vào (Có/không): .......................................................................... Các dải chắn sáng đã gắn vào (C ó /Không): .......................................................................... Nhận xét: ............................................................................................................................ ........................................................................................................................................... * Tài liệu đ í nh kèm: danh mục kính chắn gió (xem Phụ lục A - Phụ lục A.10) Phụ lục A - Phụ lục A2 (Tham khảo) Kính độ bền cao đồng nhất (Đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ được xác định trong Phụ lục E và K) Giấy chứng nhận số: ......................... Giấy chứng nhận mở rộng số: …………………. Đặc tính chủ yếu: Có khác kính chắn gió không (C ó /Không): ................................................................................ Kính chắn gió cho xe tốc độ thấp: ............................................................................................ Loại hình dạng: ....................................................................................................................... Bản chất của quá tr ì nh làm tăng độ bền: ................................................................................... Loại độ dày: ........................................................................................................................... B ả n chất của vật liệu và kiểu loại của lớp phủ vật liệu dẻo: ....................................................... Độ dày danh nghĩa của các lớp phủ vật liệu d ẻ o: ...................................................................... Đặc tính phụ: Bản chất của vật liệu (Kính phẳng/kính nổi/kính tấm mỏng): ....................................................... M à u của kính: .......................................................................................................................... M à u của các lớp phủ vật liệu dẻo: ............................................................................................ Các chất dẫn nhiệt đã gắn vào (C ó /Không): .............................................................................. Các d ả i chắn sáng đã gắn vào (Có/Không): .............................................................................. Chuẩn để ph ê duyệt kiểu: ........................................................................................................ Diện tích l ớ n nhất (cho kính phẳng): ......................................................................................... Góc nhỏ nhất: ......................................................................................................................... B ề mặt khai triển lớn nh ấ t (cho kính cong): ............................................................................... Chiều cao phân đoạn lớn nhất: ................................................................................................. Nhận xét: ................................................................................................................................ *Tài liệu đ í nh kèm: danh mục kính ch ắ n gi ó (xem Phụ lục A - Phụ lục A10) Phụ lục A - Phụ lục A3 (Tham khảo) Kính chắn gió nhiều lớp (Đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ được xác định trong Phụ lục F, H hoặc K) Giấy chứng nhận số: .......................... Giấy chứng nhận mở rộng số: …………………. Đặc tính chủ yếu: S ố lớp kính: ............................................................................................................................ Số lớp trung gian: ................................................................................................................... Chiều dày danh nghĩa của kính chắn gió: .................................................................................. Chiều dày danh nghĩa của lớp (hoặc các lớp) trung gian: ........................................................... Xử lý đặc biệt kính: ................................................................................................................. Bản chất của vật liệu và kiểu loại lớp (các lớp) trung gian .......................................................... Bản chất của vật liệu và kiểu loại lớp (các lớp) phủ vật liệu dẻo: ................................................ Chiều dày danh nghĩa của lớp (các lớp) ph ủ vật liệu dẻo> ......................................................... Màu của lớp trung gian (Toàn bộ/một phần): ............................................................................. Đặc tính phụ: B ả n chất của vật liệu (kính phẳng, kính nổi, kính tấm mỏng): ...................................................... Màu của kính (Đậm/nhạt): ......................................................................................................... M à u của lớp (hoặc các lớp) phủ vật liệu dẻo: ........................................................................... Các chất dẫn nhiệt đã gắn vào (C ó /Không): .............................................................................. Các dải chắn sáng đã gắn vào (Có/Không): .............................................................................. Nh ậ n xét: ................................................................................................................................ *T à i liệu đ í nh kèm: danh mục kính chắn gió (xem Phụ lục A - Phụ lục A10) Phụ lục A - Phụ lục A4 ( Tham khảo) Kính nhiều lớp (Đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ được xác đ ị nh trong Phụ lục G, hoặc K) Giấy chứng nhận số: ........................ Giấy chứng nhận mở rộng số: …………………. Đặc tính chủ yếu: Số lớp kính: ............................................................................................................................ Số lớp trung gian: ................................................................................................................... Loại chiều d ày: ........................................................................................................................ Chiều dày danh nghĩa lớp (các lớp) trung gian: ......................................................................... Xử lý đặc biệt kính: ................................................................................................................. Bản chất của vật liệu và kiểu loại của lớp (các lớp) trung gian: .................................................. Bản chất của vật liệu và kiểu loại của lớp (c á c lớp) phủ vật liệu dẻo: ......................................... Chiều dày danh nghĩa của lớp (các lớp) phủ vật liệu dẻo: .......................................................... Đặc tính phụ: Bản chất của vật liệu (Kính phẳng/kính nổi/ kính tấm m ỏ ng): ...................................................... M à u của lớp trung gian (toàn bộ, một phần): ............................................................................ M à u của kính (C ó /không): ........................................................................................................ M à u của lớp phủ vật liệu dẻo: .................................................................................................. C á c chất dẫn nhiệt đã gắn vào (Có/Không): .............................................................................. Các d ả i chắn sáng đã gắn vào (Có/Không): .............................................................................. Nhận xét: ................................................................................................................................ * Tài liệu đính kèm: danh mục kính chắn gió (xem Phụ lục A- Phụ lục A10) Phụ lục A - Phụ lục A5 (Tham khảo) Kính chắn gió thủy tinh - vật liệu dẻo (Đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ được xác định trong Phụ lục L) Giấy chứng nhận số: .............................. Giấy chứng nhận mở rộng số: …………………. Đặc tính chủ yếu: Loại hình dạng: ....................................................................................................................... Số lớp vật liệu dẻo: ................................................................................................................. Chiều dày danh nghĩa của kính: ................................................................................................ Xử lý của kính (Có/Không): ...................................................................................................... Chiều dày danh nghĩa của kính chắn gió: .................................................................................. Chiều dày danh nghĩa của lớp ( các lớp) vật liệu dẻo là lớp trung gian: ....................................... Bản chất của vật liệu và kiểu loại của lớp (các lớp) vật liệu dẻo là lớp trung gian: ....................... B ả n chất của vật liệu và kiểu loại của lớp vật liệu dẻo phía ngoài: .............................................. Đặc tính phụ. Bản chất của vật liệu (Kính phẳng/kính n ổ i/kính tấm mỏng): ....................................................... M à u của kính: .......................................................................................................................... M à u của lớp (các lớp) vật liệu dẻo (Toàn bộ/một phần): ............................................................ Các ch ấ t dẫn nhiệt đã gắn vào (Có/Không): .............................................................................. Các dải chắn sáng đã gắn vào (Có/Không): .............................................................................. Nhận xét: ................................................................................................................................ * Tài liệu đính kèm: danh mục kính chắn gió (xem Phụ lục A - Phụ lục A10) Phụ lục A - Phụ lục A6 (Tham khảo) Kính thủy tinh - vật liệu dẻo ( Đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ được xác định trong Phụ lục M) Giấy chứng nhận số: ................................ Giấy chứng nhận mở rộng số: …………………. Đ ặ c t í nh chủ yếu: Số lớp vật liệu dẻo: ................................................................................................................. Chi ề u dày của thành phần kính thủy tinh: .................................................................................. X ử lý của thành phần kính thủy tinh (C ó /Không): ....................................................................... Chiều dày danh nghĩa toàn bộ của kính: ................................................................................... Chiều d à y danh nghĩa của lớp (các lớp) vật liệu dẻo là lớp trung gian: ....................................... Bản chất của vật liệu v à kiểu loại của lớp (các lớp) vật liệu dẻo là trung gian .............................. Bản chất của vật liệu và kiểu loại của lớp vật liệu dẻo phía ngoài: .............................................. Đặc tính phụ: B ả n chất của vật liệu (Kính phẳng/kính nổi/kính tấm mỏng): ....................................................... M à u của kính (Đậm/nhạt): ......................................................................................................... Màu của lớp (hoặc các lớp) vật liệu dẻo (Toàn bộ/một phần): .................................................... Các chất dẫn nhiệt đ ã gắn vào (Có/Không): ............................................................................... Các dải chắn sáng đ ã gắn vào (Có/Không): .............................................................................. Nhận xét: ................................................................................................................................ * Tài liệu đính kèm: danh mục kính ch ắ n gió (xem Phụ lục A - Phụ lục A10) Phụ lục A - Phụ lục A7 (Tham khảo) Kính ghép (Đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ được qui định trong Phụ lục N và S) Giấy chứng nhận số: ........................ Giấy chứng nhận mở rộng số: …………………. Đặc tính chủ yếu: Cấ u tạo của kính ghép (Đối xứng/ không đối xứng): ................................................................. Chiều dày danh nghĩa của khe hở (các khe hở): ........................................................................ Phương pháp lắp ghép: Kiểu loại của mỗi thành phần kính, xác định như Phụ lục E, G, K, M hoặc Q: .............................. Tài liệu kèm theo: Một t à i liệu cho hai tấm của kính ghép đ ố i xứng theo đúng phụ lục mà kính đ ã được thử hoặc đ ư ợc chứng nhận kiểu. Một t à i liệu cho mỗi một tấm của kính ghép không đối xứng theo đúng phụ lục mà kính đ ã được th ử hoặc được chứng nhận kiểu. Nhận xét ................................................................................................................................. Phụ lục A - Phụ lục A8 (Tham khảo) Kính vật liệu dẻo không thể uốn ( Đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ được xác định trong Phụ lục Q) Giấy chứng nhận số: .......................... Giấy chứng nhận mở rộng số: …………………. Đặc tính chủ yếu: Tên hóa học của vật liệu: ......................................................................................................... Phân loại vật liệu của nhà sản xuất: .......................................................................................... Quá tr ì nh sản xuất: .................................................................................................................. H ì nh dạng và kích thước: ......................................................................................................... Chiều dày danh nghĩa: ............................................................................................................. Màu của vật liệu dẻo không thể uốn: ........................................................................................ Bản chất của vật liệu v à kiểu loại của lớp phủ bề mặt: ............................................................... Đặc tính phụ: Các chất dẫn nhiệt đ ã gắn vào (Có/Kh ô ng): .............................................................................. Nh ậ n xét: ................................................................................................................................ Phụ lục A - Phụ lục A9 (Tham khảo) Kính vật liệu dẻo có thể uốn (Đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ được xác định trong Phụ lục R) Giấy chứng nhận số: ............................... Giấy chứng nhận mở rộng số: …………………. Đặc tính chủ yếu: Tên hóa học của vật liệu: ......................................................................................................... Quá trình sản xuất: .................................................................................................................. Chiều dày danh nghĩa: ............................................................................................................. M à u của sản phẩm vật liệu dẻ o: ............................................................................................... Bản ch ấ t của vật liệu và kiểu loại của lớp phủ bề mặt: ............................................................... Đặc tính phụ: ........................................................................................................................... Không có Nhận xét: ................................................................................................................................ Phụ lục A - Phụ lục A10 (Tham khảo) Nội dung kê khai của kính chắn gió Đối với mỗi kính chắn gió n ằ m trong phê duyệt kiểu loại này, các ít nhất các thông số dưới đây phải được cung cấp: Nh à sản xuất xe Kiểu loại xe Loại xe Bề mặt khai triển “F” Chiều cao phân đoạn “h” Bán kính cong ‘r’ Góc lắp đặt “α” Góc lưng ghế “β” Tọa độ đi ể m “R” (A, B, C) liên quan đến điểm giữa của mép phía trên của kính chắn gió Phụ lục B (Tham khảo) Bố trí dấu chứng nhận kiểu Đối với kính chắn gió độ bền cao, dấu phê duyệt kiểu đóng l ê n kính như sau: Chú thích các k ý hiệu trên d ấ u: 1 Số I: Kí hiệu cho loại kính. Trường hợp này là kính chắn gió độ bền cao. 2 Chữ cái E: Kính an toàn sử dụng trên xe có động cơ tuân theo quy định ECE 43. 3 Số 4: K í hiệu của quốc gia phê duyệt theo quy định này. S ố 4 là Hà lan. 4 S ố 43R: k í hiệu của quy định ECE 43 5 Số 002439: số của giấy chứng nhận phê duyệt. K ý hiệu của các l oại kính như sau: I Kính chắn gió độ bền cao II Kính chắn gió nhiều lớp thông thường III Kính chắn gió nhiều lớp loại được xử l ý IV Kính chắn gió thủy tinh - vật liệu dẻo V Kính có hệ số truyền s á ng ổn định <> VI Kính ghép VII Kính chắn gi ó độ bền cao đồng nhất, sử dụng cho xe có tốc độ ≤ 40 km/h. Không có số bên trên: Kính có độ truyền sáng ổn định ≥ 70. VIII Kính bằng vật liệu dẻo không thể uốn Đối với kính vật liệu dẻo không thể uốn còn phải bổ sung thêm các ký hiệu sau: /A vị trí lắp đặt hướng về phía trước /B vị tr í lắp đặt ở phía sau, b ê n cạnh và trần xe / C Tại vị trí không có hoặc ít có khả năng bị va đập khi tham gia giao thông Nếu kính vật liệu dẻo không thể uốn đã được thử chứng nhận độ bền mài mòn theo C.4, Phụ lục C, phải thêm các ký hiệu sau: /L cho kính có độ phân tán ánh sáng trên bề mặt ngoài ≤ 2% sau 1000 vòng và ≤ 4% trên bề mặt trong sau 100 vòng (xem S.6.1.3.1, Phụ lục S). /M cho kính có độ phân tán ánh sáng trên bề mặt ngoài ≤ 10% sau 500 vòng và ≤ 4% trên bề mặt trong sau 100 vòng. IX Kính bằng vật liệu dẻo có thể uốn X Kính ghép bằng vật liệu dẻo không thể uốn Đối với kính ghép bằng vật liệu dẻo không thể uốn còn phải bổ sung thêm các ký hiệu sau: /A v ị tr í lắp đặt hướng về phía trước /B vị trí lắp đặt ở phía sau, bên cạnh và trần xe / C Tại vị trí không có hoặc ít có khả năng bị va đập khi tham gia giao thông Nếu kính vật liệu dẻo không thể uốn đã được thử chứng nhận độ bền mài mòn theo C.4, Phụ lục C , phải thêm các ký hiệu sau: /L cho kính có độ phân tán ánh sáng trên bề mặt ngoài ≤ 2 % sau 1000 vòng và ≤ 4 % trên bề mặt trong sau 100 vòng (xem 6.1.3.2, Phụ lục Q và S). /M cho kính có độ phân tán ánh sáng trên bề mặt ngoài ≤ 10 % sau 500 vòng và ≤ 4 % trên bề mặt trong sau 100 vòng XI Kính thủy nhiều lớp XII Kính thủy tinh - vật liệu dẻo / P Kính an toàn bằng thủy tinh có phủ lớp vật liệu dẻo trên b ề mặt phía trong Phụ lục C (Quy định) Các quy định thử chung C.1 Th ử độ phân mảnh C .1.1 Không được kẹp chặt tấm kính cần thử. Tuy nhiên, có thể đặt nó trên một t ấ m kính giống hệt và được giữ bằng một băng dính xung quanh mép. C .1.2 Đ ể tạo sự phân mảnh, dùng một cái búa nhọn đầu, nặng khoảng 75 g hoặc một dụng cụ khác cho kết quả tương tự. Bán kính đường cong của đầu nhọn t á c động là 0,2 mm ± 0,05 mm C .1.3 Phép thử được ti ế n hành tại các điểm va đập qui định C .1.4 Khảo sát những mảnh v ỡ bằng phương pháp đ ả m bảo được sai số đếm và có khả n ă ng tìm được vị trí phù hợp để phép đếm lớn nhất và nhỏ nhất thực được hiện. B ả n ghi liên tục của mẫu thử phân mảnh phải được thực hiện trong vòng 10 s khi bắt đầu và kết thúc không quá 3 min sau khi tác động. Phòng thử nghiệm phải giữ lại bản ghi này. C.2 Th ử va đập bằng bi thép C .2.1 Thử va đập bằng bi thép 227 g C .2.1.1 Thiết bị C .2.1.1.1 Sử dụng bi bằng thép cứng khối lượng 227 g ± 2 g, đường kính xấp xỉ 38 mm. C .2.1.1.2 Thao tác: cho viên bi rơi tự do từ độ cao quy định hoặc tạo cho viên bi có vận tốc tương đương với vận tốc khi rơi tự do từ độ cao đó. Khi sử dụng thiết bị tạo vận tốc, sai số vận tốc do thiết bị tạo ra là 1% so với vận tốc rơi tự d o. C .2.1.1.3 Giá đỡ cố định (H ì nh C.1) bao gồm khung thép với bề mặt của các thanh thép làm khung rộng 15 mm; trên đặt một gioăng cao su dày 3 mm, độ cứng 50 IRHD, khung này đặt lên tr ê n một khung dưới khác. Khung dưới đặt trên một giá đỡ hình hộp bằng tôn cao 150 mm. Mẫu thử được giữ bằng khung phía trên nặng khoảng 3 kg. Giá đỡ hình hộp được hàn vào một tấm thép làm đế dày 12 mm, giữa sàn nhà và giá đỡ cố định đặt một tấm cao su dày 3 mm và độ cứng 50 IRHD. C .2.1.2 Điều kiện thử Nhiệt độ: 20 0 C ± 5 0 C Áp suất từ 860 đến 1060 mbar Độ ẩm tương đố i 60% ± 20% C .2.1.3 Mẫu thử Sử dụng mẫu thử phẳng, hình vuông, cạnh 300 + 10 - 0 mm, cắt từ phần phẳng nhất của kính chắn gió hoặc kính cong khác. Đối với tấm kính cong, phải đ ả m bảo có đủ sự ti ế p xúc giữa kính an toàn và giá đỡ trong quá trình thử. C .2.1.4 Tiến hành thử Đặt mẫu thử trong điều kiện nhiệt độ quy định ít nh ấ t là 4 h ngay trước khi tiến hành phép thử. M ẫ u thử đặt trên giá cố định (xem C .2.1.1.3, Phụ lục này). Mặt của mẫu thử đặt vuông góc với chiều rơi của viên bi (dung sai nằm trong khoảng 3 0 ). Đối với kính bằng vật liệu dẻo có thể uốn, mẫu thử phải được kẹp ch ặ t trên giá đỡ. Đi ể m va đập phải nằm trong vòng tròn có bán kính 25 mm, tâm l à tâm hình học của mẫu thử, ứng với độ cao rơi không quá 6 m và trong vòng tròn có bán kính 50 mm ứng với độ cao rơi lớn hơn 6 m. Cho vi ê n bi rơi vào bề mặt phía ngoài của mẫu thử khi kính được lắp trên xe. Bi ch ỉ được phép thực hiện một lần va đập. Kích thước tính bằng milimét CHÚ D Ẫ N: 1 M ẫ u thử 2 Gioăng cao su 3 T ấ m đệm cao su Hình C.1 - Giá đỡ cố định để thử bằng bi thép C.2.2 Thử va đập bằng bi thép 2260 g C.2.2.1 Thiết bị C.2.2.1.1 Bi bằng thép cứng có khối lượng 2260 g ± 20 g, đường kính xấp xỉ 82 mm. C.2.2.1.2 Thao tác: cho bi rơi tự do từ độ cao quy định hoặc tạo cho viên bi vận tốc tương đương với vận tốc khi r ơ i tự do từ độ cao đ ó . Khi sử dụng thiết bị tạo vận tốc, sai số vận tốc do thiết bị tạo ra là 1% so với vận tốc khi rơi tự do. C.2.2.1.3 Giá đỡ cố định được cho trong Hình C.1, cho trong C .2.1.1.3, Phụ lục này C.2.2.2 Điều kiện thử Nhiệt độ 20 0 C ± 5 0 C Áp suất từ 860 đến 1060 mbar Độ ẩ m tương đối 60 % ± 20 %. C.2.2.3 Mẫu thử M ẫ u thử hình vuông phẳng, có cạnh bằng mm hoặc được cắt ra từ phần phẳng nhất của kính chắn gió hoặc của kính an toàn. Như vậy toàn bộ kính chắn gió hoặc kính an toàn có thể được thử. Trong trường hợp này cần chú ý đảm bảo có đ ủ sự tiếp xúc giữa tấm kính an toàn và giá đỡ. C.2.2.4 Ti ế n hành thử M ẫ u thử được đặt trong điều kiện nhiệt độ quy định ít nhất là 4 h ngay trước khi thử. Đặt mẫu thử trên giá cố định (trong C .2.1.1.3). Mặt của mẫu thử đặt vuông góc với phương rơi của viên bi (sai số nằm trong khoảng 3 0 ). Trong trường hợp mẫu thử là kính thủy tinh - vật liệu dẻ o thì mẫu phải được kẹp chặt vào giá đỡ. Điểm va đập phải nằm trong vòng tròn có tâm là tâm hình học của mẫu thử, bán kính 25 mm. Bi phải đập vào bề mặt phía trong của mẫu thử khi kính an toàn được lắp vào xe. Bi ch ỉ được phép thực hiện một l ần va đập. C.3 Thử bằng chuỳ thử C.3.1 Thử bằng chùy thử không đo sự giảm tốc C.3.1.1 Thiết bị Chuỳ thử có đầu hình cầu hoặc bán cầu, làm bằng gỗ cứng, đầu chùy bọc một lớp nỉ có thể thay thế được và có thể có hoặc không có một thanh ngang làm bằng gỗ. Có một miếng trung gian hình cổ chai giữa phần hình cầu và thanh ngang và một cán đ ỡ trên đầu kia của thanh ngang. Các kích thước và cấu tạo của chuỳ thử cho trong Hình C.2. Tổng khối lượng của chùy thử là 10 kg ± 0,2 kg. Kích thước tính bằng milimét CHÚ D Ẫ N: 1 Thanh đỡ 3 Đầu chùy 2 Miếng đ ỡ trung gian 4 Lớp bọc bằng nỉ d à y 5 mm Hình C.2 - Chùy thử C.3.1.2 Thao tác: cho chuỳ thử rơi tự do từ độ cao quy đ ị nh hoặc tạo cho n ó vận tốc tương đương với vận tốc đạt được khi rơi tự do từ độ cao đó. Khi sử dụng thiết bị để phóng chuỳ thử, sai số vận tốc là 1 % so với vận tốc khi rơi tự do. C.3.1.3 Giá đỡ cố định dùng cho việc thử mẫu thử phẳng được giới thiệu ở H ì nh C.3. Giá cố định gồm 2 khung thép đặt chồng l ê n nhau, các thanh làm khung có bề mặt rộng 50 mm, gio ă ng cao su đặt ở giữa dày 3 mm, rộng 15 mm ± 1 mm, độ cứng 70 I RHD. Khung trên bắt chặt vào khung dưới bằng ít nhất 8 bu l ô ng. C.3.1.4 Điều kiện thử Nhi ệ t độ: 20 0 C ± 5 0 C Áp suất: từ 860 đ ế n 1060 mbar Độ ẩm tương đối: 60 % ± 20 %. C.3.1.5 Tiến hành thử C.3.1.5.1 Th ử mẫu thử phẳng Mẫu thử phẳng có chiều dài bằng mm, rộng bằng mm được gi ữ ở nhiệt độ 20 0 C ± 5 0 C , ít nhất là 4 h ngay trư ớ c khi tiến hành thử. Kẹp chặt mẫu thử trên khung đỡ (xem C.3.1.3 trên), xiết chặt các bu lông để đảm bảo mẫu thử không bị x ê d ịch quá 2 mm trong quá tr ì nh thử. Bề mặt của mẫu thử đặt vuông góc với phương rơi của chuỳ th ử . Chuỳ thử phải đập vào mẫu thử tại điểm n ằ m trong đường tròn có tâm l à t â m hình học của mẫu thử, bán kính 40 mm , điểm va đập này n ằ m trên bề mặt phía trong của kính. Ch ỉ cho phép thực hiện va đập một lần. Lớp n ỉ bao phủ đầu chuỳ phải được thay thế sau 12 lần th ử . C.3.1.5.2 Phép thử trên kính chắn gi ó còn nguyên hình dạng (chỉ áp dụng cho độ cao rơi ≤ 1,5 m) Đặt kính chắn gió l ê n giá đỡ, dưới lót một lớp cao su có độ cứng 70 IRHD, dày 3 mm, chiều rộng tiếp xúc trên toàn bộ chu vi khoảng 15 mm. Giá đ ỡ phải bao gồm một khung cứng vững, có hình dạng tương ứng với hình dạng kính chắn gió, ch ùy thử phải đập vào b ề mặt phía trong của kính. Nếu cần thiết, kính chắn gió phải được kẹp chặt với giá đỡ. Giá đỡ phải được đặt trên bệ cứng vững, có tấm cao su lót giữa dày 3 mm, độ cứng 70 IRHD. B ề mặt kính chắn gió đặt vuông góc với phương rơi của chuỳ thử. Chuỳ thử phải đập vào kính chắn gió tại điểm nằm trong v ò ng tròn có tâm l à tâm hình học của m ẫ u thử , bán kính 40 mm, trên bề mặt phía trong của kính và ch ỉ được phép thực hiện một lần va đập. Bề mặt va đập của t ấ m n ỉ được thay thế sau 12 lần thử. C.3.2 Th ử bằng chùy có đo sự giảm tốc C.3.2.1 Thiết bị th ử Phép thử bằng chùy dùng để xác định giá trị đồng thời giá tr ị “HIC ”. Vật rơi l à chùy thử có hình dạng m ô ph ỏ ng đầu người (xem Hình C.4). khối lượng toàn bộ của chùy thử là 10 , 0 + 0,2 kg. Ở giữa đĩa cơ sở (24) l à một đế ba trục (26) lắp đặt sao cho nó nằm tại trọng tâm để nhận tín hiệu của đồng hồ đo gi ả m t ốc (27). Đồng hồ đo giảm tốc được bố trí theo phương thẳng đứng với các chi tiết khác. Kích thước t í nh bằng milimét CHÚ D Ẫ N: 1 Gio ă ng cao su 2 Bu lông M20 Hình C.3 - Giá để thử bằng chuỳ thử Hình C.4 - Chùy thử 10 kg Bảng C.1 - Danh mục các chi tiết của chùy thử 10 kg (xem hình C.4) Vị trí S ố l ượ ng K ý hiệu Vật liệu Ghi chú 1 1 Nam châm giữ Thép DIN 17100 - 2 1 Chống va đập rung Cao su / thép Đường kính 50 mm Độ dày 30 mm Ren M10 3 4 BNC đầu nối HF 4 1 Đai ốc lục giác DIN 985 5 6 Đĩa DIN125 6 3 Chi tiết chuyển tiếp 7 6 Bu lông DIN912 8 3 Đai ốc lục giác 9 3 Đĩa Thép DIN17100 Đường kính lỗ 8 mm Đường kính ngoài 35 mm Độ dày 1,5 mm 10 3 Đệm cao su Cao su, độ cứng 60 IRHD Đường kính l ỗ 8 mm Đường kính ngoài 30 mm Độ dày 10 mm 11 1 Đệm chống va đập Đệm giấy nhiều lớp Đường kính lỗ 120 mm Đường kính ngoài 199 mm Độ d à y 0,5 mm 12 - - - 13 1 Đệm trung gian Cao su Butadien, độ cứng khoảng 80 IRHD Đường kính lỗ 129 mm Đường kính ngoài 192 mm Độ dày 4 mm 14 3 Ố ng dẫn Polytetra- f luorethen (PTFE) Đường kính trong 8 mm Đường kính ngoài 10 mm Dài 40 mm 15 3 Đai ốc lục giác 16 3 Bu lông ren DIN 976 17 3 Vít chim Hợp kim đúc DIN1709 - GD - CuZn37Pb 18 1 Chỏm cầu Polyamid12 19 1 Vỏ bọc Cao su butadien Độ dày 6 mm Một mặt có gân 20 1 Ố n g lót dẫn hướng Thép DIN 17100 21 4 Vít ch ỉ nh khe hở 22 1 Đĩa ch ố ng va đập Đệm giấy nhiều lớp Đường kính ngoài 65 mm Độ dày 0,5 mm 23 24 1 Đĩa Cơ sở Thép DIN 17100 25 1 Vít ch ỉ nh lục giác Loại độ bền 45H 26 1 Đế 3 trục 27 3 Thiết bị đo g ia tốc 28 1 Khối gỗ Gỗ cây trăn, keo giữa các lớp 29 1 Đĩa phủ H ợp kim ( AIMg5) 30 1 Nắp b ả o vệ Polyamid 12 Ch ỏ m cầu (18) và lớp bọc (19) nằm ở dưới đĩa cơ sở (24), chiếm phần lớn bề mặt, và đặt dưới phần đàn h ồ i của chùy. Tính chất đàn hồi của chùy thử khi va đập được xác định bởi độ cứng và độ dày của v ò ng đệm trung gian và chỏm cầu. C.3.2.2 Điều chỉnh và hiệu chuẩn: Để tiến hành thử nghiệm, chùy thử phải được cố định với thanh ngang của hệ thống dẫn hướng (xem hình C.5) và được nâng lên độ cao cần thi ế t bằng thiết bị nâng. Trong quá tr ì nh thực hiện phép thử, thanh ngang và chùy thử được tách rời ra và rơi xuống. Sau khi đi qua cơ cấu chặn có độ cao rơi theo yêu cầu, thanh ngang được giữ lại, chùy thử tách khỏi thanh ngang và rơi tự do xuống tác động vào mẫu thử. Không có bất kỳ tác động nào lên chùy thử do thiết bị rơi hoặc do dây dẫn tín hiệu trong khi rơi, do đó nó ch ỉ được gia tốc bởi trọng lực theo phương thẳng đứng. C.3.2.2.1 Thiết bị đo cho phép xác định được giá trị HIC với chùy thử cho trong C.3.2.1 ở tr ê n . C.3.2.2.2 Thiết bị hiệu chuẩn chùy thử: Độ cao rơi tự do phải nằm trong khoảng từ 50 mm đến 254 mm với sai số đến 1mm. Không cần sử dụng hệ thống dẫn hướng đối với độ cao rơi nh ỏ . Đế phẳng chịu va đập được l à m bằng thép có kích thước 600 mm x 600 mm và có độ dày tối thiểu l à 50mm. Bề mặt va đập được đánh bóng: Độ nhám bề mặt R max = 1 μm, dung sai độ phẳng t = 0,05 mm. C.3.2.2.3 Hiệu chuẩn và điều ch ỉ nh chùy thử: Trước khi thực hiện một loạt các thử nghiệm nhưng không quá 50 lần thử, chùy thử phải được hiệu chuẩn và điều chỉnh nếu c ầ n thiết. Đế phẳng chịu va đập được làm sạch và khô, trong quá trình thử n ó được đặt trực tiếp xuống đế bê tông trong khi thử. Chùy thử phải rơi và đập vào đế chịu va đập theo phương thẳng đứng. Độ cao rơi (được t í nh từ điểm thấp nhất của chùy thử đến bề mặt của đế chịu va đập) lần lượt là 50, 100, 150 và 254 mm. Đường cong giảm tốc sẽ được ghi lại. Giá trị gi ả m tốc lớn nhất a z ở các độ cao khác nhau theo trục Z phải nằm trong gi ớ i hạn cho trong B ả ng C. 2 dưới đây: B ả ng C.2 - Giới hạn giá trị giảm tốc Độ cao rơi mm Giá tr ị giảm tốc lớn nhất a z (là bội s ố của gia t ố c trọng trường g) 50 64 ± 5 g 100 107 ± 5 g 150 150 ± 7 g 254 222 ± 12 g Đường cong giảm tốc sẽ được xây dựng dựa vào cùng một mô hình dao động. Đường cong giảm tốc của độ cao rơi 254 mm phải được thực hiện ngắn nhất là 1.2 ms lâu nhất là 1,5 ms và lớn hơn 100 g Nếu không đạt được các yêu cầu trong C.3.2.2.3 th ì phần đàn hồi của chùy thử phải điều chỉnh bằng cách thay đổi độ dày của vòng đệm trung gian (13) trong đĩa cơ s ở . Việc chỉnh sửa được thực hiện bằng cách điều chỉnh ba đai ốc lục giác tự h ã m ( 8) trên bu lông ren (16), nó được dùng để cố định chỏm cầu với đĩa cơ sở (24). Đệm cao su (10) dưới đai ốc lục giác (8) không được đứt gãy. H ì nh C.5 - Thiết bị thử bằng chùy thử có đo giảm tốc Vỏ bọc (19) của bề mặt va đập và đệm trung gian cần phải được thay ngay nếu hư h ỏ ng và phải thay trước khi hiệu chỉnh chùy thử. C.3.2.3 Giá đỡ dùng cho thử nghiệm tấm phẳng được cho trong C.3.1.3. C.3.2.4 Điều kiện thử được xác định như trong C.3.1.4 trên C.3.2.5 Thử nghiệm trên tấm kính mẫu (sử dụng cho độ cao rơi từ 1,5 m đến 3 m). Đặt tấm kính tự do trên gá đỡ và gio ă ng cao su bao quanh có độ cứng là 70 IRHD và độ dày khoảng 3 mm. Tấm kính được kẹp chặt với cấu trúc g i á đ ỡ bằng các thiết bị thích hợp. Bề mặt của tấm kính về cơ bản phải vuông góc với hướng rơi của chùy thử. Chùy th ử rơi vào t ấ m kính tại đi ể m nằm cách tâm hình học của tấm kính 40 mm, điểm này nằm trên bề mặt phía trong của kính vật liệu dẻo khi lắp trên xe và ch ỉ thực hiện một lần va đập. Bắt đầu bằng việc chọn một độ cao thử ban đầu, sau đó độ cao thử tăng dần 0,5 m lần lượt cho các lần thử ti ế p theo. Đường cong giảm tốc do va đập trên mẫu thử là a x , a y và a z phải được ghi nhận theo thời gian t. Kết thúc phép thử bằng chùy này, phải kiểm tra thêm các yếu tố như mép kính dịch chuyển lớn hơn 2 mm trên giá và điểm va đập thỏa mãn yêu cầu. Các thành phần gia tốc a x và a y phải nhỏ hơn 0,1 giá trị a z theo phương thẳng đứng. C.3.2.6 Đánh giá kết qu ả Đường cong giảm tốc được đánh giá như sau: Kết quả giảm tốc a res (t) tại trọng tâm tính theo công thức sau, dựa vào các đường cong gi ả m t ố c a x (t), a y (t) và a z (t) hợp lại giống như bội số của gia tốc trọng trường. Phải xác định được khoảng thời gian từ khi a res vượt qua giá trị gia tốc là 80g cho đến khi a r e s đạt được giá trị lớn nhất. T í nh giá trị HIC, như là số đo nguy hiểm về chấn thương sọ não, theo công thức sau: Giá trị giới hạn tích phân t 1 và t 2 phải được lựa chọn để đảm bảo phép tích phân có được giá trị lớn nhất. C.4 Th ử độ bền mài mòn C.4.1 Thiết bị C.4.1.1 Thiết bị thử độ bền mài mòn (thư ờ ng sử dụng thiết bị của hãng Teledyne Taber, Mỹ): Sơ đồ được cho trong Hình C.6 bao gồm: Một bàn tròn nằm ngang tâm cố định, quay ngược chiều kim đồng hồ với vận tốc từ 65 r/min đến 75 r/min. Hai cánh tay đòn song song mang theo bánh mài đặc biệt hình tròn quay tự do trên trục nằm ngang có ổ bi, mỗi bánh mài ép l ê n mẫu thử một lực tương ứng với khối lượng 500 g. Bàn tròn của thiết bị m à i mòn phải quay được tương đối đều trên mặt phẳng ngang (sai lệch hướng so với mặt phẳng nằm ngang kh ô ng lớn hơn ± 0,05 mm tính ở điểm cách mép ngoài của bàn 1,6 mm). Hai bánh mài được lắp sao cho chúng tiếp xúc với mẫu thử đang quay tròn và quay ngược chiều quay của mẫu thử. Trong mỗi vòng quay của mẫu thử, lực ép và sự mài mòn tác dụng dọc theo đường cong của hình vành khuyên có diện tích l à 30 cm 2 . C.4.1.2 Bánh mài mòn có đường kính từ 45 mm đến 50 mm, dày 12,5 mm, bao gồm một lớp bột mài mòn đặc biệt gắn trên nền cao su có độ cứng trung bình. Các bánh mài mòn này có độ cứng 72 IRHD ± 5 IRHD đo ở 4 điểm cách đều nhau trên đường tâm của bề mặt bánh mài m ò n. Áp lực tác dụng theo chiều th ẳ ng đứng, dọc theo đường kính của bánh mài mòn và ch ỉ số đo được lấy trong khoảng 10 s sau khi tác dụng đủ áp lực. Bánh mài mòn phải quay rất chậm ngược với tấm kính phẳng để đảm bảo bề mặt của chúng hoàn to à n nằm ngang. Hình C.6 - Sơ đ ồ thiết bị thử độ b ề n mài mòn C.4.1.3 Ngu ồ n sáng bao gồm một đèn nóng sáng có sợi đốt đặt trong hộp chữ nhật kích thước 1,5 mm x 1,5 mm x 3 mm. Điện áp của sợi đốt phải sao cho nhiệt độ màu của nó là 2856 K ± 50 K. Điện áp n à y phải được ổn định trong khoảng ± 1/1000. Thiết bị kiểm tra điện áp phải có độ chính xác phù hợp. C.4.1.4 Hệ thống quang học bao gồm một thấu kính có tiêu cự tối thiểu bằng 500 mm và được hiệu chỉnh quang sai màu. Độ mở lớn nhất của thấu kính không vượt quá f/20. Khoảng cách giữa nguồn sáng và th ấ u kính được điều chỉnh để tạo ra một chùm sáng song song. Một màng ngăn được lắp vào đ ể giới hạn chùm tia sáng có đường kính 7 mm ± 1 mm. Màng ngăn này đặt cách thấu kính 100 mm ± 50 mm, về phía xa nguồn sáng. C.4.1.5 Thiết bị đo độ tán xạ ánh sáng (xem Hình C.7) bao gồm một tế bào quang điện với một quả cầu tích hợp đường kính a bằng từ 200 đến 250 mm. Quả cầu có hai l ỗ cho ánh sáng đi qua , một lỗ vào và một lỗ ra. Lỗ vào hình tròn có đường kính ít nhất gấp đ ô i đường kính của chùm tia sáng. Lỗ ra có dạng ống bẫy sáng hoặc vật phản xạ, tương ứng với trình tự thử được nêu trong C.4.4.3, dưới đây. Bẫy sáng phải hấp thụ hoàn toàn ánh s á ng khi chưa có mẫu thử. Trục của chùm sáng phải đi qua tâm lỗ ra và lỗ vào và ra. Đường kính b của lỗ ra bằng 2a x tang 4 °, trong đó a là đường kính quả cầu. Tế bào quang điện được đặt sao cho nó không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng trực tiếp từ lỗ vào hoặc từ vật phản xạ. Mặt trong của quả cầu và vật ph ả n xạ phải có hệ số phản xạ bằng nhau và phải l à các mặt mờ và không chọn lọc. Đầu ra của tế bào quang điện phải tuyến t í nh với sai số ± 2 % của t oà n d ả i cường độ sáng được sử dụng, c ấ u tạo của dụng cụ đo phải sao cho không có độ lệch của dụng cụ đo điện khi quả cầu tối. Tất cả thiết bị đo phải được kiểm tra và hiệu chuẩn định kỳ theo tiêu chuẩn quy định về độ m ờ . Nếu sử dụng thiết bị hoặc các phương pháp khác để đo độ mở th ì kết quả phải được hiệu chỉnh lại, nếu cần thiết, để phù hợp với kết quả đo bằng thiết bị nêu trên. CHÚ D Ẫ N: 1 Th ấ u kính 5 Ống bẫy sáng 2 Quả c ầ u tích hợp 6 Các tia sáng song song 3 Đèn quang điện 7 Đèn 4 T ấ m ngăn Hình C.7 - Sơ đồ nguyên lý của Hazemeter C.4.2 Điều kiện thử: Nhiệt độ: 20 ° C ± 5 ° C Áp suất: từ 860 đến 1060 mbar Độ ẩ m tương đ ố i: 60 % ± 20 %. C.4.3 M ẫ u thử M ẫ u thử hình vuông phẳng, cạnh dài 100 mm, c ả hai bề mặt gần như phẳng và song song, nếu cần thiết, có thể thêm một lỗ khoan đường kính 6,4 mm ± 0,2 mm vào tâm của mẫu thử. C.4.4 Tr ì nh tự thử Thực hiện phép thử mài mòn tr ê n bề mặt phía ngoài của mẫu thử và là bề mặt phía trong nếu là vật liệu dẻo. C.4.4.1 Làm sạch mẫu thử ngay trước và sau khi thử theo cách sau: a) Rửa sạch mẫu bằng một miếng vải lanh dưới vòi nước; b) Rửa lại bằng nước cất hoặc nước đã khử khoáng; c) Thổi khô bằng ô xi hoặc ni tơ; d) Đập nhẹ bằng một miếng vải lanh ẩm để loại bỏ vết nước. Nếu cần thiết ấn nhẹ giữa hai miếng vải lanh để làm khô. Tránh xử lý bằng các thiết bị siêu âm. Sau khi rửa sạch, mẫu thử chỉ được cầm trên các mép của chúng và được bảo quản đ ể chống hư hại hoặc bị b ẩ n trên bề mặt. C.4.4.2 Mẫu thử phải được đặt ít nhất 48 h trong phòng có nhiệt độ 20 0 C ± 5 0 C và độ ẩ m tương đ ố i 60 % ± 20 %. C.4.4.3 Mẫu thử được đặt trực tiếp sát ở lỗ v à o của quả cầu tích hợp. Góc giữa phương vuông góc với mặt của mẫu thử và trục của chùm sáng không được vượt quá 8 ° Lấy 4 số đo được chỉ ra ở Bảng C.5 dưới đây Bảng C.5 - Các số đo Đ i ề u kiện đọc Với mẫu thử Với bẫy ánh sáng Với chuẩn phản xạ Đại l ượn g đ ược biểu thị T1 Không Không C ó Ánh sáng tới T 2 C ó Không C ó Tổng ánh sáng được truyền từ mẫu thử T3 Không C ó Không Ánh sáng khu ế ch tán bởi thiết bị T4 C ó C ó Không Ánh s á ng khu ế ch tán bởi thiết bị và mẫu thử Lặp lại các số đo T 1 , T 2 , T 3 , T 4 v ớ i các vị trí đặc biệt khác của mẫu thử để xác định tính đồng nhất. T í nh toán tổng hệ số truyền T 1 = T 2 /T 1 T í nh to á n hệ số truyền khuếch tán như sau: T í nh toán phần trăm độ m ờ , hoặc độ sáng, hoặc cả hai, độ khu ế ch tán b ằ ng công thức sau: Độ m ờ , hoặc độ sáng, hoặc cả hai, độ khuếch tán = ( T d /T t ) x 100 % Đo độ m ờ ban đầu của mẫu thử ở ít nhất 4 điểm cách đều nhau trên vùng được mài mòn theo c ô ng thức trên. L ấ y trung b ì nh kết quả của mỗi mẫu thử. Thay vì đo 4 lần, có thể quay đều mẫu thử 3 r/s hoặc hơn để có kết quả trung bình. Với mỗi t ấ m kính an toàn, thực hiện 3 lần th ử với cùng một tải. Sử dụng độ m ờ như là một số đo độ mài m ò n lớp bề mặt dưới sau khi mẫu thử được đem ra thử mài mòn. Đo ánh sáng khuếch tán tại vết mài mòn ở í t nhất 4 điểm cách đều nhau dọc theo vết mài mòn bằng công thức trên. Lấy trung bình kết quả cho mỗi mẫu thử. Thay vì đo 4 lần, có thể quay đều mẫu th ử 3 r/s hoặc hơn để có kết quả trung bình. C.4.5 Phép thử mài mòn phải được thực hiện với sự c ẩ n thận của phòng thử nghiệm với đầy đủ các thông tin của t ấ m kính. Tr ừ vật liệu thủy tinh-vật liệu dẻo, sự thay đổi chi ề u dày lớp trung gian hoặc chi ề u dày vật liệu thường kh ô ng đòi h ỏ i phải thực hiện thêm phép thử nữa. C.4.6 Các ch ỉ số c ả n tr ở của đặc tính phụ. Không có đặc tính phụ nào được yêu cầu. C.5 Thử độ chịu nhiệt độ cao C.5.1 Tiến hành thử Sấ y nóng 3 mẫu hoặc 3 mẫu thử hình vuông có kích thước tối thiểu 300 mm x 300 mm đến 100 0 C, các m ẫ u thử này được phòng thử nghiệm c ắ t ra từ 3 kính chắn gió hoặc 3 tấm kính an toàn, một mép của mẫu thử tương ứng với mép trên của tấ m kính. Giữ mẫu hoặc mẫu thử ở nhiệt độ này trong 2 h, sau đó để nguội xuống nhiệt độ trong phòng. Nếu hai mặt phía ngoài của kính an toàn bằng chất vô cơ, có thể thử bằng cách nhúng mẫu thử theo chiều thẳng đứng vào nư ớ c sôi trong thời gian quy định, tránh để nóng đột ngột. Nếu mẫu cắt ra từ kính chắn gió, mỗi một mép của nó là một ph ầ n mép của kính chắn gió. C.5.2 Ch ỉ số c ả n trở của đặc tính phụ Có màu Không màu M à u của lớp trung gian 1 2 Không y ê u cầu các đặc tính phụ khác. C.5.3 Đánh giá kết quả C.5.3.1 Phép thử độ chịu nhiệt cao cho kết qu ả đúng nếu bọt hoặc khuyết tật khác không hình thành trên vị trí cách mép không b ị cắt 15 mm hoặc cách mép bị cắt của mẫu thử 25 mm, hoặc cách các vết nứt xuất hiện trong quá tr ì nh thử trên 10 mm C.5.3.2 Các mẫu thử được coi như đạt yêu cầu của phép thử chịu nhiệt độ cao nếu tất cả các phép thử cho kết qu ả đạt yêu cầu. C.6 Thử độ bền phát xạ C.6.1 Phương pháp thử C.6. 1.1 Thiết bị C.6.1.1.1 Nguồn phát xạ gồm đèn hơi thuỷ ngân có áp suất trung bình, đó là đèn với b ó ng đèn thạch anh hình ống chứa ô zôn tự do. Trục của bóng đèn đặt thẳng đứng. Kích thước đèn thông thường: chiều dài 360 mm, đường kính 9,5 mm. Chiều dài h ồ quang thông thường là 300 mm ± 4 mm. Bóng đèn hoạt động ở công suất 750 w ± 50 w. Mọi nguồn phát xạ tạo ra hiệu quả của đèn như quy định ở trên đều có thể sử dụng đ ược. Đ ể kiểm tra hiệu quả của đèn này, thực hiện phép so sánh bằng cách đo năng lượng tỏa ra trong các vùng bước s ó ng từ 300 nm đến 450 nm. T ấ t cả các bước sóng kh á c bị ngăn lại bằng bộ lọc thích hợp. Nguồn thay thế nếu được sử dụng phải có bộ lọc này. Trong trường hợp t ấ m kính an toàn không thỏa m ã n tương quan giữa phép thử này và điều kiện sử dụng thì cần ph ả i xem lại điều kiện thử. C.6.1.1.2 Biến thế nguồn và tụ điện cung cấp cho đèn một điện áp đ ỉ nh khởi động nhỏ nhất l à 1100 V và điện áp hoạt động là 500 V ± 50 V. C.6.1.1.3 Thiết bị để lắp và quay mẫu thử từ 1 đến 5 r/min với nguồn phát xạ bố tr í ở tâm phải bảo đ ả m mẫu thử được phơi sáng đều đặn. C.6.1.2 Mẫu thử C.6.1.2.1 Kích thước mẫu thử là 76 mm x 300 mm. C.6.1.2.2 Mẫu thử do phòng thử nghiệm cắt ra từ phần trên của tấm kính theo cách sau: Nếu mẫu thử được cắt ra từ t ấ m kính thì mép trên của mẫu thử phải trùng với mép trên của t ấ m kính. Nếu mẫu thử được cắt ra từ kính chắn gió thì mép trên của mẫu thử phải trùng với giới hạn phía trên của vùng c ó hệ số truyền sáng thông thường được đo và xác định tương ứng với C.9. 1.2.2 dưới. C.6.1.3 Tiến hành thử Kiểm tra hệ số truyền sáng thông thường (quy định trong C.9. 1.1 và C.9. 1.2, dưới) của 3 mẫu thử trước khi cho tiếp x ú c với ánh sáng phát xạ. C.6.1.4 Mỗi một mẫu thử hoặc mẫu (tổng cộng là 3 mẫu phải thử) phải được thử độ bền phát xạ tương ứng với các bước thử ở trên, phép thử phải sao cho phát xạ trên mỗi một điểm của mẫu thử hoặc mẫu sẽ tác động lên lớp trung gian của mẫu thử cùng tác động, tác động của phát xạ này giống như tác động b ở i phát xạ mặt trời có cường độ 1400 w/m 2 trong 100 h. C.6.2 Ch ỉ số cản trở của đặc tính phụ Không màu Có m à u M à u kính 2 1 M à u lớp trung gian 1 2 Không yêu cầu các đặc tính phụ khác. C.6.3 Đánh giá kết quả C.6.3.1 Phép thử độ bền phát xạ cho kết quả đúng nếu những điều kiện sau đạt yêu cầu: C.6.3.1.1 Hệ số truyền sáng tổng đo theo C.9. 1.1 và C.9. 1.2, dưới không th ấ p hơn 95 % giá trị ban đầu trước chiếu xạ và trong mọi trường hợp phải thỏa m ã n yêu cầu: C.6.3.1.1.1 không thấp hơn 70 %, đối với kính chắn gió và các loại kính an toàn khác n ằ m trong vùng yêu cầu tầm nhìn của lái xe. C.6.3.2 Các mẫu thử được coi là đạt yêu cầu thử độ bền phát xạ nếu tất cả các phép thử cho kết quả đạt yêu cầu. C.6.4 Thử độ bền với thời tiết mô ph ỏ ng C.6.4.1 Phương pháp thử C.6.4.1.1 Thiết bị C.6.4.1.1.1 Đèn Xê nông (xenon) h ồ quang dài Thi ế t bị phơi sáng phải sử dụng nguồn bức xạ l à đèn xê nông hồ quang dài, nhưng có thể chấp nhận đối với các phương pháp thử khác có yêu cầu phơi sáng bức xạ của đèn cực tím. Đèn xê nông hồ quang dài có thuận lợi v ì nó c ó quang phổ gần giống nhất với ánh sáng mặt trời tự nhiên, khi điều chỉnh trực tiếp lọc và có khả năng duy tr ì . Ở đầu cuối, ống đốt xê nông thạch anh được ghép với lọ c quang học thủy tinh borosilicate phù hợp. Đèn xê nông trên phải hoạt động phù hợp với biến áp điện tr ở và thiết bị điện khác khi nguồn điện cung c ấ p có tần số 50 Hz hoặc 60 Hz. Thiết bị đo độ sáng phải có các thiết bị cần thiết để đo được và/hoặc đi ề u khiển được các yếu tố sau: - Sự bức x ạ - Nhiệt độ tiêu chuẩn - Phun nư ớ c - Lịch hoạt động hoặc chu kỳ Thiết bị phơi sáng phải được chế tạo từ vật liệu trơ, nó không làm bẩn nước được sử dụng trong trong phép thử. Phải đo mức độ bức xạ trên bề mặt m ẫ u thử và phải kiểm soát theo khuyến nghị của nhà sản xuất thiết bị phơi sáng. Phải đo hoặc t í nh toán được tổng lượng bức xạ cực tím (J/m 2 ), n ó được coi là phép đo cơ bản của mẫu thử phơi sáng. C.6.4.1.2 M ẫ u thử Kích thước của các mẫu thử thông thường được xác định để th í ch hợp với các phép thử cho một hoặc nhiều đặc tính phải kiểm tra sau khi thử phơi sáng. Số lượng vật đối chứng và mẫu thử cho mỗi điều kiện thử hoặc giai đoạn phơi sáng phải được xác định, ngoài ra chúng c ò n phải được đánh giá bằng quan sát theo số lượng cần thiết cho các phương pháp th ử . Khuyến nghị việc đánh giá bằng quan sát được tiến hành trên mẫu thử lớn nhất đã được thử. C.6.4.1.3 Tr ì nh tự đo Đo sự truy ề n sáng của các mẫu thử đ ã được phơi sáng theo qui định trong C.9. 1. Đo khả năng chịu m à i mòn của các bề mặt vật đối chứng theo C.4 trên. Bề mặt của mẫu thử phải đặt đ ố i diện đèn, bề mặt này phải đại diện cho bề mặt ngoài của kính được lắp trên xe. Các điều kiện phơi sáng khác như sau: C.6.4.1.3.1 Sự bức xạ không được thay đổi ± 10 % toàn bộ vùng th ử của mẫu. C.6.4.1.3.2 Với thời gian thích hợp, làm sạch các bộ lọc của đèn bằng nước và chất t ẩ y. Phải thay bộ lọc xê nông hồ quang theo khuyến nghị của nhà sản xuất thiết bị. C.6.4.1.3.3 Nhiệt độ bền trong thiết bị phơi sáng trong thời gian sấy theo chu kỳ phải được kiểm soát bằng tu ầ n hoàn kh ô ng khí thích hợp để duy trì một nhiệt độ tiêu chu ẩ n không đổi. Trong thiết bị phơi sáng dùng đèn x e nông hồ quang, nhiệt độ phải là 70 0 C ± 3 0 C được hiển th ị bằng đồng hồ đo nhiệt độ tiêu chuẩn hoặc tương đương. T ấ m đo nhiệt độ màu đen phải được cố định vào rãnh của mẫu thử và ch ỉ số hiển thị nhiệt độ phải được ghi lại tại điểm m à nhiệt lượng tăng cao nhất trong suốt quá tr ì nh phơi sáng. C.6.4.1.3.4 Độ ẩm tương đối bên trong thiết bị phơi sáng phải được kiểm soát ở mức 50 % ± 5 % trong thời gian sấy của chu trình. C.6.4.1.3.5 Nước ô z ô n sử dụng trong chu kỳ phun nước có lượng đi ô xít s ilicon thể rắn nhỏ hơn 1 ppm và phải loại bỏ hết chất lỏng không để lại các màng đọng hoặc cặn bám chắc trên bề mặt mẫu thử, vì điều này c ó thể c ả n trở các phép đo tiếp theo. C.6.4.1.3.6 Độ pH của nước trong khoảng từ 6.0 đến 8.0, và độ dẫn điện nhỏ hơn 5 microsiemens. C.6.4.1.3 . 7 Nhiệt độ nước trong đường ống trước khi vào thiết bị phơi sáng phải là nhiệt độ nư ớ c của m ô i trường xung quanh. C.6.4.1.3.8 Nước sẽ đập trực tiếp vào mẫu thử ở dạng bụi nhỏ với lưu lượng phù hợp để l à m ướt đồng đều và nhanh lúc đập vào bề mặt mẫu. Bụi nước chỉ được đập v à o bề mặt mẫu thử đối diện với nguồn sáng. Không sử dụng lại nước đã phun và không được ngâm mẫu thử vào nước. C.6.4.1.3.9 Mẫu thử phải xoay quanh ngọn hồ quang để đ ả m b ả o có được sự phân phối ánh sáng đồng đều. Tất cả các vị trí trong thiết bị phơi sáng phải được lắp kín các mẫu thử hoặc vật thay thế để đảm b ả o duy trì được sự phân tán nhiệt độ đồng đều. Mẫu thử được giữ trên giá, lưng hướng ra m ô i trường trong phòng. Tuy nhiên sự phản xạ từ tường của phòng th ử không được phép chiếu vào mặt sau mẫu thử. Nếu cần thiết, các mẫu thử có thể l ù i lại để chống phản xạ miễn là không cản trở việc tuần hoàn khí tự do trên bề mặt mẫu thử. C.6.4.1.3.10 Thiết bị phơi sáng phải cung cấp ánh sáng liên tục và bụi nước được cung cấp ngắt quãng theo chu kỳ 2 h. Mỗi chu kỳ 2 h phải được chia thành nhiều giai đoạn, trong thời gian một chu kỳ mẫu thử được phơi sáng 102 min không có bụi nước và 18 min có bụi nước. C.6.4.1.4 Đánh giá Sau khi phơi sáng, mẫu thử phải được làm sạch, nếu cần thiết, mẫu thử có thể được làm sạch theo cách khuy ế n cáo của nhà sản xu ấ t để loại bỏ các cặn bẩn xuất hiện. Đánh giá mẫu thử đã phơi sáng bằng quan sát chú ý tới các đặc tính sau: - B ọ t khí nhỏ - Màu sắc - Bụi mờ - Sự phân ly dễ nhận thấy. Đo độ tr u y ề n sáng của mẫu thử phơi sáng. C.6.4.1.5 Đánh giá kết quả Đánh giá k ế t quả bằng cách quan sát mẫu thử phơi sáng, so sánh biểu hiện bề ngoài của mỗi mẫu thử phơi sáng với mẫu không bị phơi s á ng. Hệ số truyền sáng ổn định đo được không sai khác quá 5 % so với phép đo trên mẫu thử không bị phơi sáng và không thấp hơn 70 % đối với kính chắn gió và kính an toàn khác được lắp đặt ở vị trí có yêu cầu tầm nhìn của người lái. C.7 Th ử độ bền chịu ẩ m C.7.1 Tr ì nh tự thử Đặt 3 mẫu hoặc 3 mẫu thử hình vuông có kích thước ít nhất là 300 mm x 300 mm theo chiều th ẳ ng đứng 2 tuần, trong một hòm k í n được duy trì nhiệt độ 50 0 C ± 2 0 C và độ ẩm tương đối 95 % ± 4 %. Đối với kính vật liệu dẻ o không thể uốn và kính ghép bằng vật liệu dẻo không thể uốn, số mẫu thử l à 10. Mẫu thử phải được chu ẩ n b ị như sau: - ít nhất một mép của mẫu thử trùng với mép ban đầu của tấm kính. - nếu th ử nhiều mẫu thử trong cùng một thời gian, phải có khoảng cách thích hợp giữa chúng. Phải có biện pháp đề phòng nước ngưng tụ trên trần và tường của ph ò ng thử nghiệm rơi xuống mẫu thử. C.7.2 Các ch ỉ số cản trở của đặc tính phụ: Kh ô ng màu Có màu M à u của lớp trung gian 1 2 Không yêu cầu các đặc tính phụ khác. C.7.3 Đánh giá kết qu ả C.7.3.1 Kính an toàn được xem là đạt yêu cầu của phép thử độ chịu ẩ m nếu không có sự thay đổi đáng k ể tính chất trong vùng lớn hơn 10 mm, t í nh từ mép không cắt và lớn hơn 15 mm, tính từ mép cắt sau khi kính nhi ề u lớp (loại b ì nh thường và loại được xử lý) được duy trì 2 h ở đi ề u kiện khí quyển bình thư ờ ng và kính thủy tinh-vật liệu dẻo và kính phủ vật liệu dẻo được giữ 48 h như trên. C.7.3.2 Các mẫu thử hoặc mẫu được coi là đạt yêu cầu của phép thử độ bền chịu ẩm nếu tất cả các phép thử cho k ế t quả đạt yêu cầu C.8 Thử độ bền đối với nhiệt độ thay đổi C .8.1 Phương pháp thử Hai mẫu thử có kích thước 300 mm x 300 mm đặt trong buồng kín có nhiệt độ 40 0 C ± 5 0 C trong khoảng 6 h, sau đó để chúng ngoài không kh í ở nhiệt độ 23 0 C ± 2 0 C trong khoảng 1 h hoặc cho đến khi nhiệt độ của chúng bằng v ớ i nhiệt độ này. Tiếp theo đặt mẫu thử trong không kh í lưu thông ở nhiệt độ 72 0 C ± 2 0 C khoảng 3 h. Sau đó lại để ngoài không khí tới khi đạt nhiệt độ 23 0 C ± 2 0 C hoặc làm lạnh đến nhiệt độ này và tiến hành thử trên mẫu thử. C .8.2 Các ch ỉ số c ả n tr ở của đặc tính phụ Không màu Có màu Màu của lớp trung gian hoặc lớp phủ vật liệu dẻo 1 2 Không yêu cầu các đặc tính phụ khác. C .8.3 Đánh giá kết qu ả Kết qu ả thử độ bền đối với nhiệt độ thay đổi được coi l à đạt y ê u cầu nếu mẫu thử không có một vết nứt rõ rệt, v ẩ n đục, phân lớp hoặc các biểu hiện hư h ỏ ng khác. C.9 Chất lượng quang học C.9.1 Thử hệ số truy ề n s á ng C.9.1.1 Thiết bị C.9.1.1.1 Nguồn sáng gồm một đèn sợi đốt đặt trong hộp chữ nhật kích thước 1,5 mm x 1,5 mm x 3 mm. Điện áp của đèn phải sao cho nhiệt độ mầu của sợi đốt là 2856 K ± 50 K. Điện áp này phải được ổn định trong khoảng ± 1/1000. Thiết bị sử dụng kiểm tra điện áp phải có độ chính xác tương ứng. C.9.1.1.2 Hệ thống quang học gồm một th ấ u kính với độ d ài ti ê u cự “f” ít nhất là 500 mm đ ã ch ỉ nh quang sai màu. Độ mở lớn nhất của thấu kính không lớn hơn f/20. Khoảng cách giữa thấu k í nh và nguồn sáng được điều chỉnh đ ể tạo chùm sáng gần như song song. Một màng ngăn được sử dụng để giới hạn đường kính chùm sáng là 7 mm ± 1 mm. Màng ngăn đặt cách th ấ u kính 100 mm ± 50 mm về phía xa nguồn sáng. Điểm đo đặt ở tâm của chùm sáng. C.9.1.1.3 Thiết bị đo Thiết bị thu có độ nhạy quang phổ tương đối theo theo thỏa thuận chủ yếu với hiệu suất phát sáng quang phổ tương đối theo tiêu chu ẩ n ICI (International Commission on lllumination - Hội đồng Quốc tế v ề chiếu sáng). Bề mặt nhạy cảm ánh sáng của thiết bị thu được ph ủ bằng chất tán xạ trung bình và phải có ít nhất 2 lần mặt cắt ngang của chùm sáng được phát sáng bởi hệ thống quang học. Nếu sử dụng quả cầu tích hợp, lỗ hổng của quả cầu phải có diện tích mặt cắt ngang bằng ít nhất 2 lần diện tích mặt cắt ngang của chùm sáng song song. Sai số của thiết bị thu và dụng cụ ch ỉ thị phối hợp không lớn hơn 2 % d ả i đo. C.9.1.2 Tiến hành thử Độ nhạy của hệ thống đo lường được điều chỉnh sao cho thiết bị thu chỉ vạch chia 100 khi mẫu thử chưa đặt vào chùm sáng. Khi không có ánh sáng chiếu đến, thiết bị thu ph ả i chỉ vạch chia 0. Đặt mẫu thử cách thiết bị thu xấp xỉ 5 lần đường kính thiết bị thu. Cho tấm kính an to à n vào giữa màng ngăn và thiết bị thu rồi điều chỉnh hướng của nó sao cho g ó c tới của chùm sáng bằng 0 ° ± 5 ° . Đo hệ số truyền ổn định trên mẫu thử, đối với mọi điểm đo, s ố vạch chia, s ố n trên thiết bị đ ã hiện ra đều phải ghi lại hệ số truyền sáng ổn định ξ = n/100. C.9.1.2.1 Đối với kính chắn gió, các phương pháp thử thay thế được áp dụng cho c ả mẫu thử cắt ra từ phần phẳng nhất của kính chắn gió hoặc một miếng kính phẳng vuông đã được chuẩn bị đặc biệt trước có đặc tính vật liệu và độ dày giống như kính chắn gió trong thực tế, phép đo được thực hiện như bình thường (với chùm sáng vuông góc) đối với tấm kính. C.9.1.2.2 Với kính chắn gió của loại xe M1, phép thử được thực hiện trên vùng B, xác định theo U.2. 3, Phụ lục U . Ngoại trừ vùng chắn sáng trên đó. Với kính chắn gió của loại xe N1, nhà sản xuất có thể y ê u cầu phép thử giống nhau được thực hiện trên cả vùng B xác định theo U.2. 3.1, Phụ lục U , Ngoại trừ vùng chắn sáng trên đó và vùng I xác định theo C.9.2.5.2.3 dưới. Với kính chắn gió của các loại xe khác, phép thử thực hiện ở vùng I xác định theo C.9.2.5. Tuy nhiên, với m á y kéo sử dụng trong n ô ng nghiệp và lâm nghiệp, xe dùng trong xây dựng l à các loại xe không th ể xác định vùng I, phép thử ph ả i được thực hiện trên vùng I ’ quy định trong C.9.2.5. C.9.1.3 Chỉ số cản trở của đặc tính phụ Không màu Có màu Màu của kính 1 2 M à u của lớp trung gian (Đ ối với kính chắn gió nhiều lớp) 1 2 Không có Có Vùng giảm sáng v à /ho ặ c vùng chắn sáng 1 2 Không yêu cầu các đặc tính phụ khác. C.9.2 Thử độ méo quang học C.9.2.1 Phạm vi Phương pháp được quy định là phương pháp chiếu cho phép đánh giá độ méo quang học của kính an to à n. C.9.2.1.1 Các định nghĩa - Đ ộ lệch quang học: Góc giữa hướng thực và hướng biểu kiến của một điểm khi nhìn qua kính an toàn, độ lớn của góc là hàm của góc tới của tia sáng, độ dày và độ nghiêng của kính chắn gió , bán kính cong “r” tại điểm của tia tới. - Độ méo quang học: theo hướng M-M’: hiệu đại số của sai lệch góc Δ α đo giữa hai điểm M và M’ trên bề mặt tấm kính. Khoảng cách giữa hai điểm phải sao cho hình chiếu của chúng lên mặt phẳng vuông góc với hướng nhìn cách nhau một đoạn Δ x (xem Hình C.8). Độ lệch được xem là dương nếu ngược chiều kim đồng hồ, âm nếu thuận chiều kim đồng hồ. Đ ộ méo quang học tại điểm M: Độ méo quang học lớn nhất đối với tất cả các hướng M-M’ từ đi ể m M. CHÚ THÍCH 1) Δ α = α 1 - α 2 l à độ méo quang học theo hư ớ ng MM ’. 2) Δ x = MC l à kho ản g cách giữa hai đường thẳng song song với hướng nhìn và đi qua hai đi ể m M và M ’. C.9.2.1.2 Thiết bị Phương pháp n à y đòi h ỏ i việc chiếu lên m à n hình một dương b ả n thích hợp (Vạch quét) xuyên qua tấm kính cần ki ể m tra. Sự thay đổi hình dạng của ảnh chiếu khi đưa kính an toàn vào đường đi của ánh sáng tạo ra cách đo độ méo. Thiết bị bao gồm những dụng cụ được bố trí cho ở Hình C.11. H ì nh C.8 - Sơ đ ồ biểu diễn độ méo quang học C.9.2.1.2.1 Máy chiếu chất lượng tốt, có nguồn sáng tập trung cường độ cao. Các đặc tính Độ dài tiêu cự nhỏ nhất: 90 mm Độ mở xấp xỉ: 1/2,5 Đèn halogen thạch anh: 150 w (nếu không sử dụng bộ lọc) Đèn halogen thạch anh: 250 w (nếu sử dụng bộ lọc xanh). Sơ đồ máy chiếu cho trong Hình C.9. Màn chắn có đường kính 8 mm đặt chách phía trước của thấu kính xấp xỉ 10 mm C.9.2.1.2.2 Các dương bản (vạch quét) bao gồm, v í dụ như một dãy các hình tròn sáng trên nền tối (xem Hình C.10). Các dương bản phải có chất lượng và độ sắc nét đủ cao để phép đo có thể thực hiện với sai số nhỏ hơn 5 %. Khi chưa có kính an toàn, kích thước của hình tròn khi chiếu phải có ảnh là vòng tròn có đường kính xác định như sau: (R 1 + R 2 ) R 1 / Δ x trong đó: Δ x = 4 mm (xem H ì nh C .8 và Hình C .11) Máy chiếu được cho dưới dạng sơ đồ trên Hình C.9. Một màng chắn đường kính 8 mm đặt phía trước và cách thấu kính 10 mm. C.9.2.1.2.3 Giá đỡ đứng, t ố t nhất là cái cho phép quét theo chiều thẳng đứng và chiều nằm ngang tương tự như sự quay kính an toàn. C.9.2.1.2.4 Kiểm tra biên dạng ảnh chiếu để đo sự thay đổi kích thước khi cần đánh giá nhanh. Sơ đồ được thể hiện ở Hình C.12. CHÚ DẪN: 1 Nguồn sáng 4 Thấu kính hội tụ sơ c ấ p 2 Tấm dương b ả n 5 Th ấ u k í nh hội tụ thứ c ấ p 3 Bộ phận đi ề u ch ỉ nh độ mở ố ng kính Hình C.9 - Sơ đồ thiết bị quang học của máy chiếu Hình C.10 - Mặt cắt dương b ả n phóng to CH Ú DẪ N: 1 . Máy chi ế u 2. Màn chắn 3. Màn h ì nh 4. Hướng nhìn 5. Góc nghiêng của kính thử Hình C.11 - Sơ đồ bố trí thử độ méo quang học CH Ú D Ẫ N: 1 Giới hạn dưới 2 H ì nh ảnh trung thực 3 Giới hạn trên Hình C.12 - Phác họa các d ưỡ ng mẫu ki ể m tra th í ch hợp C.9.2.1.3 Tr ì nh tự thử C.9.2.1.3.1 Giới thiệu chung L ắ p kính chắn gió lên giá đỡ đứng (xem 9.2.1.2.3, trên) theo góc nghiêng thiết kế. Chiếu ảnh l ên vùng được ki ể m tra. Quay hoặc di chuyển kính chắn gió theo chiều thẳng đứng hay nằm ngang để kiểm tra t ấ t c ả hoặc một vùng cần xác định. C.9.2.1.3.2 Đánh giá bằng một dưỡng mẫu kiểm tra Khi đánh giá nhanh, sai số lên tới 20 % là thích hợp, tính toán giá trị A (xem Hình C.12) từ giá trị tới hạn Δ α L, sự thay đổi độ lệch và giá trị R 2 , khoảng cách t ừ kính an toàn đến màn hình. A = 0,145 Δ α L - R 2 Mối liên hệ giữa thay đổi đường kính của ảnh chiếu Δ d và độ lệch góc Δ α được cho bởi: Δ d = 0,29 Δ α x R 2 trong đó Δ d , A Tính bằng milimét Δ α , Δ α L Tính bằng phút góc R 2 Tính bằng mét. C.9.2.1.3.3 Phép đo bằng thiết bị quang điện Khi có yêu cầu đo chính xác với sai số phép đo nhỏ hơn 10 % giá trị giới hạn, th ì đo Δ d trên trục hình chiếu, giá trị chiều rộng của vết đo được lấy tại điểm có độ sáng bằng 0,5 lần giá trị độ sáng tối đa. C.9.2.1.4 Đánh giá kết quả Xác định độ méo quang học của kính chắn gió bằng cách đo Δ d ở mỗi điểm trên bề mặt và theo tất cả các hướng để xác định Δ d lớn nhất. C.9.2.1.5 Phương pháp thay th ế . Ngoài ra cho phép dùng kỹ thuật strioscopic như là một kỹ thuật thay thế kỹ thuật chiếu với điều kiện duy trì được độ chính xác của phép đo được ghi trong C.9.2.1.3.2 và C.9.2.1.3.3 của phụ lục này. C. 9.2.1. 6 Khoảng cách Δ x là 4 mm. C.9.2.1.7 Kính chắn gió được giữ ở góc nghiêng như khi lắp trên xe. C.9.2.1.8 Trục chiếu n ằ m trên mặt phẳng nằm ngang phải được giữ gần như vuông góc đối với vết của kính chắn gió trên mặt phẳng đó. C.9.2.2 Phép đo phải được thực hiện: C.9.2.2.1 Với loại xe M1, trong vùng A được kéo dài tới mặt phẳng trung tuyến của xe và trong phần tương ứng của kính chắn gió đối xứng qua mặt phẳng trung tuyến dọc xe, và ch ỉ nằm trong vùng th ử B giảm thiểu tương ứng trong U.2. 4, Phụ lục U . C.9.2.2.2 Với loại xe M và N khác M1: (a) Vùng I được xác định theo C.9.2.5.2., phụ lục n à y cho các xe M2, M3, N2 và N3. (b) Với xe N2, vùng thử được xác định như đối với M1 được chỉ ra trong C.9.2.2.1 hoặc vùng I được xác định như trong C.9.2.5.2 của phụ lục này. C.9.2.2.3 Với máy kéo dùng trong lâm nghiệp và nông nghiệp và với xe dùng trên công trường xây d ựng không có khả năng xác định vùng I thì vùng I’ được xác định theo C.9.2.5.3 của phụ lục này. C.9.2.2.4 Loại xe Phép thử phải được lặp lại nếu kính chắn gió lắp trên các loại xe có tầm nhìn phía trước khác với tầm nhìn của loại xe l ắ p kính này đã được chứng nhận. C.9.2.3 Các chỉ số cản trở của đặc tính phụ C.9.2.3.1 Bản chất của vật liệu Kính đã mài nh ẵ n Kính nổi Kính t ấ m mỏng Ch ỉ số c ả n tr ở 1 1 2 C.9.2.3.2 Các đặc tính phụ khác Không yêu cầu các đặc tính phụ khác. C.9.2.4 Số lượng kính chắn gió Ph ả i có 4 mẫu để tiến hành phép thử C.9.2.5 Định nghĩa các vùng C.9.2.5.1 Vùng A và B trên kính chắn gió của loại xe M1 và N1 được định nghĩa trong Phụ lục U của quy chu ẩ n này. C.9.2.5.2 Các vùng trên kính chắn gió cho loại xe M và N khác với M1 được đ ị nh nghĩa trên cơ sở C.9.2.5.2.1 Đi ể m trước mắt hoặc gọi là điểm “O”: là điểm cách điểm R của ghế ngồi lái xe 625 mm về phía trên, n ằ m trên mặt phẳng thẳng đứng song song với mặt phẳng đối xứng dọc xe, đi qua trục vô lăng lái. C.9.2.5.2.2 Đường thẳng OQ là đường nằm ngang đi qua điểm trước mắt O và vuông góc với mặt phẳng đối xứng dọc xe. C.9.2.5.2.3 Vùng I là vùng kính chắn gió được xác định bởi giao tuyến của kính chắn gió với 4 mặt phẳng xác định dưới đây: P1: mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm 0 và tạo một góc 15 ° về phía trái với mặt phẳng đối xứng dọc xe. P2: mặt phẳng th ẳ ng đứng đối xứng với P1 qua mặt phẳng đối xứng dọc xe. Nếu không thể xác định theo cách này được (ví dụ như không có mặt phẳng đối xứng dọc) thì P2 phải là mặt đối x ứ ng với P1 qua mặt phẳng dọc của xe qua điểm 0. P3: mặt phẳng đi qua đường thẳng OQ và tạo thành góc 10 ° phía trên mặt phẳng nằm ngang. P4: mặt phẳng đi qua đường thẳng OQ và tạo một góc 8 ° phía dưới mặt phẳng nằm ngang. C.9.2.5.3 Với các loại máy kéo dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp hay xe dùng trong xây dựng không thể xác định được vùng I, vùng I’ phải bao gồm toàn bộ bề mặt kính chắn gió. C.9.2.6 Đánh giá kết quả Một loại kính ch ắ n gió được coi như đạt yêu cầu thử độ méo quang học nếu thử trên 4 mẫu thử, độ méo quang học không vượt qua giá trị cho trong B ả ng C.6 dưới đây ứng với mỗi vùng. Bảng C.6 - Độ méo quang học Loại xe Vùng Giá trị lớn nhất của đ ộ méo quang học M1 và N1 A. Mở rộng theo 9.2.2.1 Phụ lục này 2 min góc Vùng giảm thiểu B theo 2.4., Phụ lục U 6 min g ó c M v à N khác M1 I 2 min góc Xe d ù ng trong n ô ng, lâm nghi ệ p... không xác định được vùng I I’ 2 min g ó c C.9.2.6.1 Với xe loại M và N, phép đo không được thực hiện trong vùng xung quanh cách mép của kính 25 mm và vùng chắn sáng với điều kiện vùng này không n ằ m trong vùng mở rộng A và I. C.9.2.6.2 Với loại máy kéo nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc xe dùng trong xây dựng; phép đo không được thực hiện trong vùng xung quanh cách mép của kính 100 mm. C.9.2.6.3 Trong trường hợp kính chắn gió chia thành 2 tấm, phép đo không thực hiện trong dải rộng 35 mm, tính từ mép của t ấ m kính phía bên người lái, tại sát cột chia. C.9.2.6.4 Giá trị lớn nhất 6 min góc được cho phép đối với tất cả các phần của vùng I hoặc vùng A nằm trong vùng xung quanh cách mép kính chắn gió 100 mm. C.9.2.6.5 Cho phép có những sai lệch nhỏ so với yêu cầu trong vùng giảm thiểu B, tương ứng trong U.2.4., Phụ lục U , với điều kiện nó phải được định v ị và ghi lại trong báo cáo. C.9.3 Thử độ phân tách hình ảnh thứ c ấ p C.9.3.1 Phạm vi áp dụng Sử dụng hai phương pháp thử để chứng nhận: Kiểm tra bia, và kiểm tra bằng kính chu ẩ n trực. Các phương pháp thử này sử dụng cho việc chứng nhận, kiểm soát chất lượng hay đánh giá sản phẩm, nếu được áp dụng C.9.3.1.1 Kiểm tra bia C.9.3.1.1.1 Thi ế t bị Nội dung của phương pháp là này khảo sát một tấm bia được chiếu sáng qua kính an toàn. T ấ m bia phải được thiết kế sao cho việc đánh giá kết quả kiểm tra đạt/không đạt được đơn giản. T ấ m bia phải là một trong các loại sau: (a) tấm bia “hình tròn” được chiếu sáng, có đường kính ngoài D, nằm đối diện với góc có độ lớn n phút, cách tấm kính x mét (H ì nh C.13 a) hoặc (b) t ấ m bia “hình tròn và có đốm” được chi ế u sáng, có kích thước sao cho D là khoảng cách từ điểm trên mép của đốm đến điểm gần nhất nằm trong đường tròn, nằm đối diện với góc có độ lớn n phút, cách tấm kính x mét (H ì nh C.13 b). trong đó n là giá trị tới hạn độ tách rời hình ảnh th ứ cấp (đo bằng phút); x là khoảng cách từ kính an toàn tới bia, không nhỏ hơn 7 m; D được tính bằng công thức: D = x.tgn. Bia được chiếu sáng bởi một hộp đèn kích thước xấp xỉ 300 mm x 300 mm x 150 mm, phía trước của hộp đèn thường bằng kính phủ một lớp gi ấ y đen chắn sáng hoặc phủ một lớp sơn đen mờ. Hộp được chiếu sáng bằng một nguồn s á ng th í ch hợp. Để tiện lợi cho việc sử dụng các dạng khác nhau của bia , dùng loại bia giới thiệu ở Hình C.16. Cũng có thể thay thế hệ thống bia bằng hệ thống chiếu và khảo sát kết quả hình ảnh tạo ra trên màn hình. C.9.3.1.1.2 Tr ì nh tự thử Giữ kính chắn gió ở góc nghiêng quy định trên giá đỡ phù hợp, để sao cho việc quan sát được thực hiện trên mặt phẳng n ằ m ngang đi qua tâm của bia. Hộp sáng phải được quan sát trong ph ò ng t ố i hay sáng mờ, qua mỗi một phần của vùng được kiểm tra, để thấy được sự xuất hiện của các hình ảnh thứ cấp kết hợp với bia được chiếu sáng. Khi cần thiết, có th ể quay kính chắn gió để đảm bảo duy trì hướng nhìn đúng. Có thể sử dụng ống nhòm một mắt để khảo sát. C.9.3.1.1.3 Đánh giá kết quả Xác định kết quả như sau: Khi tấm bia a) (xem hình C.13 a) được sử dụng, hình ảnh sơ c ấ p và thứ cấp của vòng tròn tách rời ra , từ đó có th ể xác định được giá trị tới hạn n có bị vượt quá không, hoặc. Khi tấm bia b) (xem Hình C.13 b) được sử dụng, hình ảnh thứ c ấ p của đốm sáng chuyển ra ngoài đi ể m tiếp tuyến với mép trong của vòng tròn, từ đó có thể xác định được giá trị tới hạn n có bị vượt quá không. C.9.3.1.2 Kiểm tra bằng kính chuẩn trực Khi cần thiết, phải tiến hành thử như mô tả dưới đây C.9.3.1.2.1 Thiết bị Thiết bị bao gồm một ống kính chuẩn trực và kính viễn vọng được bố tr í theo Hình C.15 . Cũng có thể sử dụng hệ thống thiết bị quang học tương đương để kiểm tra. C.9.3.1.2.2 Tiến hành thử Ố ng kính chuẩn trực tạo ra ở vô cực hình ảnh của hệ thống tọa độ cực với điểm sáng ở tâm của nó (xem Hình C.16). Trong mặt ph ẳ ng tiêu điểm của ống kính viễn vọng quan sát, đặt một đốm đen có đường kính lớn sáng hơn một chút so với điểm sáng khảo sát đặt trên trục quang học để che khuất điểm sáng. Khi kính chắn gió cho hình ảnh thứ cấp đ ư ợc đặt giữa ống kính viễn vọng và kính chuẩn trực thì ngay sau đó một đốm sáng mờ xuất hiện ở khoảng cách nào đ ó so với tâm của hệ thống tọa độ cực. Sự tách rời của hình ả nh thứ cấp có th ể được đo bằng khoảng cách giữa các điểm nhìn qua kính viễn vọng quan sát (Hình C.16). (Khoảng cách giữa đốm đen và điểm sáng ở tâm của hệ thống t ọa độ cực biểu thị độ lệch quang học). C.9.3.1.2.3 Đánh giá kết quả Đầu tiên, phải kiểm tra kính chắn gió bằng kỹ thuật quét đơn gi ả n để xác định vùng cho hình ảnh thứ cấp nét nhất. Sau đó kiểm tra vùng này bằng hệ thống kính chuẩn trực ở một góc tới thích hợp. Đo giá trị l ớ n nhất của sự phân tách rời hình ảnh thứ c ấ p. C.9.3.1.3 Hướng quan sát trong mặt phẳng ngang phải được giữ gần như bình thường với vết của kính chắn gió trong mặt phẳng đó. C.9.3.2 Phép đo phải được thực hiện trên vùng được x á c định trong C.9.2.2, phụ lục này tương ứng với loại xe. C.9.3.2.1 Kiểu loại xe Phép thử phải được lặp lại n ế u kính chắn gió lắp trên kiểu loại xe có tầm nhìn phía trước khác với tầm nhìn của kiểu loại xe lắp kính chắn gió đã được chứng nhận. Hình C.13 - Các kích thước của CHÚ D Ẫ N: 1 Vùng quan sát 4 Nguồn sáng 2 Kính ch ắ n gió 5 Khoảng cách quan sát 3 Bia 6 G ó c nghiêng của kính Hình C.14 - Sơ đồ bố trí thiết bị CHÚ D Ẫ N: 1 Bóng đèn 2 Thấu kính hội tụ, độ mở > 8.6 mm 3 Kính m à n chắn, độ mở > độ mở của kính hội tụ 4 Bộ lọc m ầ u đường kính > 8.6 mm, đường kính lỗ tâm @ 0,3 mm 5 Mặt tọa độ cực, đường kính > 8.6 mm 6 Thấu kính không m à u, f ≥ 86 mm, độ mở 10 mm 7 Thấu kính không m à u, f ≥ 86 mm, độ mở 10 mm 8 Đốm đen, đường kính @ 0.3 mm 9 Thấu kính không m à u, f = 20 mm, độ mở < 10=""> (1) Ố ng kính chuẩn trực (4) Mặt phẳng ả nh (2) Tia sáng (5) Kính an to à n (3) Ố ng kính quan sát (6) Góc nghiêng Hình C.15 - S ơ đồ kiểm tra bằng kính chuẩn trực Hình C.16 - Ví dụ v ề quan sát bằng phương pháp kiểm tra kính chuẩn trực C.9.3.3 Các chỉ số c ả n tr ở của đặc tính phụ C.9.3.3.1 B ả n chất của vật liệu Kính đã đư ợ c mài nhẵn (kính phẳng) Kính n ổi Kính tấm mỏng 1 1 2 C.9.3.3.2 Các đặc tính phụ khác Không có đặc tính nào được yêu cầu. C.9.3.4 Số lượng kính chắn gió Ph ả i có 4 kính chắn gió để tiến hành thử. C.9.3.5 Đánh giá kết quả Ki ể u loại Kính chắn gió được coi như đạt yêu cầu th ử độ tách rời hình ảnh thứ cấp, nếu sự t á ch rời hình ảnh sơ cấp và thứ cấp của 4 kính chắn gió không vượt quá giá trị trong B ả ng C.7 dưới đây đối với mỗi vùng hoặc vùng thử. Bảng C.7 - Độ tách rời hình ảnh Loại xe Vùng Giá trị lớn nhất của độ tách rời hình ảnh s ơ cấp và thứ cấp M1 A - Được mở rộng tương ứng với 9.2.2.1 15 min góc Vùng giảm thiểu B - tương ứng 2.4, Phụ lục U 2 5 min góc M và N khác M1 I 15 min góc Xe dùng trong n ô ng lâm nghiệp… không xác định được vùng I I’ 15 min góc C.9.3.5.1 Không được thực hiện các phép đo ở vùng xung quanh rộng 25 mm cách mép kính và cách vùng chắn sáng với điều kiện vùng n à y không nằm trong vùng A hoặc I mở rộng. C.9.3.5.2 Đối với máy kéo nông lâm nghiệp; các xe dùng trong xây dựng, không được thực hiện phép đo ở vùng xung quanh rộng 100 mm. C.9.3.5.3 Trong trường hợp kính chắn gió được chia làm 2 phần, không được đo trong dải rộng 35 mm tính từ mép của kính chắn gió phía người lái, sát cột chia của tấm kính. C.9.3.5.4 Cho phép giá trị lớn nhất 25 min góc với tất cả phần của vùng I và vùng A nằm trong v ù ng xung quanh cách mép kính chắn gió 100 mm. C.9.3.5.5 Cho phép có độ lệch nhỏ so với quy định trong vùng giảm thiểu B tương ứng với U.2. 4, Phụ lục U v ớ i điều kiện chúng phải được khoanh vùng và ghi lại trong báo cáo. C. 10 Th ử tính chịu lửa C.10. 1 Mục đích và phạm vi áp dụng Phương pháp này cho phép xác định tốc độ cháy ngang của các loại vật liệu được sử dụng trong khoang hành khách của các loại xe (VÍ DỤ: xe con, xe t ả i, xe tải nh ỏ , xe buýt) sau khi tiếp xúc với ngọn lửa nh ỏ đ ã được xác định. Phương pháp n à y cho phép thử riêng biệt hoặc kết hợp vật liệu và các bộ phận của thiết bị bên trong xe với chiều dày của kính đến 13 mm. Nó được dùng để đánh g i á tính đồng nhất của loạt sản phẩm làm bằng vật liệu có khả năng khả năng ch ị u lửa của chúng. Do có nhiều sự khác nhau giữa các trạng thái trong thực tế (sử dụng và định hướng trong xe, điều kiện sử dụng, nguồn đốt,...) và điều kiện thử chính xác quy định ở đây, phương pháp này không thể xem như ph ù hợp cho sự đánh giá đúng tất cả các đặc tính cháy trên xe. C.10. 2 Các định nghĩa C.10. 2.1 Tốc độ cháy: Tỉ số của khoảng cách cháy được đo theo phương pháp này và thời gian cháy hết kho ả ng cách n à y. Đơn vị đo t í nh bằng milimét trên phút. C.10.2.2 Vật liệu Composite: Vật liệu gồm nhiều lớp vật liệu giống nhau hay khác nhau được gắn chặt với nhau theo bề mặt của chúng bằng cách gắn xi măng, ghép, lớp s ơ n phủ, hàn v . v .. Khi các vật liệu khác nhau được gắn với nhau một cách không liên tục (v í dụ: bằng cách khâu, hàn tần số cao, đinh tán), để cho phép chuẩn bị các mẫu riêng biệt theo C.10.5 phụ lục này, các vật liệu này không được xem như là vật liệu composite. C. 10.2.3 Phía tiếp xúc là phía hướng vào khoang hành khách khi kính được lắp trên xe. C.10.3 Nguyên lý Mẫu thử được giữ nằm ngang trên giá chữ U và tiếp xúc với ngọn lửa năng lượng th ấ p đã định trước trong khoảng 15 s trong buồng đốt, đầu tự do của mẫu tiếp xúc với ngọn lửa. Phép thử xác định có hay không và khi nào ngọn l ử a bị tắt hoặc thời gian cần thiết để ng ọ n lửa cháy hết khoảng cách đo. C.10.4 Thiết bị C.10.4.1 Buồng đốt (xem hình C.17) tốt nhất là làm bằng thép không gỉ, kích thước cho ở Hình C.18. Phía trước buồng đốt có một cửa quan sát và che được toàn bộ phía trước, có thể làm giống như một cửa panen. Đáy của buồng đốt có các lỗ thông gió, phía trên có khe hẹp thông gió xung quanh. Buồng đốt được đặt trên 4 chân cao 10 mm. Buồng này có cửa ở một phía để đưa giá đ ỡ mẫu thử vào, đối diện với cửa này là một lỗ có lắp đường ống cung cấp khí đốt. Một cái khay (xem Hình C.19), để hứng các vật liệu nóng chảy rơi xuống, được đặt ở phía dưới của buồng đốt, giữa các lỗ thông gió mà không được che bất kỳ lỗ nào. C.10.4.2 Giá đỡ mẫu thử bao gồm 2 tấm kim loại hình chữ U ho ặ c khung làm bằng vật liệu chịu ăn mòn. Kích thước cho ở Hình C.20. Tấm phía dưới được trang bị nhiều chốt và t ấ m phía trên có các lỗ tương ứng để đảm b ả o giữ chặt mẫu. Các chốt được sử dụng như là các điểm để đo khoảng cách cháy từ lúc bắt đầu và khi kết thúc. Giá đỡ được làm t ừ dây thép chịu nhiệt đường kính 0,25 mm, đan cách nhau 25 mm bên trong khung chữ U ở đáy (xem hình C.21). Mặt dưới của mẫu cách tấm sàn đáy 178 mm. Khoảng cách từ mép trước của giá đỡ m ẫ u thử tới cuối buồng đốt là 22 mm. Khoảng cách từ cạnh theo chiều dài của giá đ ỡ mẫu thử đến mặt bên của buồng đốt là 50 mm (t ấ t cả là kích thước phía trong) (xem Hình C.17 và H ì nh C.18). C.10.4.3 M ỏ đốt ga Nguồn cháy nhỏ được cung cấp bởi mỏ đốt Bunsen có đường kính b ê n trong là 9,5 mm. M ỏ đốt được đặt trong buồng thử sao cho tâm d ầu mỏ đốt thấp hơn mép dưới đầu tự do của mẫu thử 19 mm (H ì nh C.18). Hình C.17 - S ơ đồ buồng đốt với giá đỡ m ẫ u và khay hứng C. 10.4.4 Kh í đốt Kh í đốt cung cấp cho đầu đốt có giá trị nhiệt lượng khoảng 38 MJ/m 3 (VÍ D Ụ : khí tự nhiên), C.10.4.5 Bàn chải kim loại dài ít nhất là 110 mm, có 7 hay 8 răng tròn nhẵn trên chiều dài 25 mm. C.10.4.6 Đ ồ ng h ồ t í nh giờ chính xác tới 0,5 s. C. 10.4.7 Tủ kh ó i Buồng đốt có thể được đặt trong một tủ khói được chế tạo sao cho dung tích bên trong ít nhất gấp 20 l ầ n , nhưng không lớn hơn 110 lần dung tích của buồng đốt và các kích thước dài, rộng, cao của tủ khói lớn hơn 2,5 lần các kích thước tương ứng của buồng đốt. Trước khi tiến hành thử, phải đo tốc độ của không khí theo chi ề u thẳng đứng đi qua tủ khói, tại điểm cách đầu cuối của tủ khói 100 mm và hướng về phía cuối tủ. Vận tốc không kh í đo được phải nằm trong khoảng 0,10 đến 0,30 m/s để hỗn hợp đ ã cháy không ảnh hư ở ng đến người sử dụng. Cũng có thể sử dụng tủ khói với thông gió tự nhi ê n và tốc độ không khí th í ch hợp. C.10.5 Mẫu thử C.10.5.1 Hình dạng và kích thước H ì nh dạng và kích thước mẫu thử cho trong Hình C.22. Chiều dày của mẫu thử tương ứng với chi ề u dày của s ả n phẩm thử. Chiều dày này không được lớn hơn 13 mm. Khi mẫu thử được chế tạo như trên, nó ph ả i có một cạnh nằm trên cạnh chiều dài của sản phẩm thử. Khi hình dạng và kích thước sản phẩm không cho phép l ấ y m ẫ u th ử với kích thước đã cho, các kích thước nhỏ nhất sau đ â y phải được xem xét: (a) với mẫu thử có chiều rộng từ 3 mm đến 60 mm, chiều dài phải là 356 mm. Trong trường hợp này , vật liệu được thử theo chiều rộng của sản phẩm. Kích thước tính bằng milimét Tương ứng với ISO 2768 CHÚ DẪ N: 1 Khe hở thông kh í 2 Ngọn lửa khí ga 3 Mẫu thử Hình C.18 - Cấ u tạo của buồng đ ố t Kích thước tính bằng milimét Tương ứng với ISO 2768 H ì nh C.19 - Kết cấu của khay hứng Kích thước tính bằng milimét Tương ứng với ISO 2768 Hình C.20 - Kết cấu của giá giữ m ẫ u Kích thước t í nh bằng milimét Tương ứng ISO 2768 CH Ú D Ẫ N: 1 Khe h ở ti ế t diện 0.5 x 0.5 mm 3 Khe h ở ti ế t d iện 2 x 2 mm 2 M ặ t ngoài của khung 4 Chi ề u dài (hướng của mẫu thử) H ì nh C.21 - Đoạn kết c ấ u của khung d ư ới hình chữ U (b) với mẫu thử có chiều rộng từ 60 đến 100 mm, chiều d à i nhỏ nhất phải là 138 mm. Trong trường hợp này, khoảng cách cháy tương ứng với chiều d à i của mẫu thử. Phép đo bắt đầu ở điểm đo đầu tiên. (c) với mẫu thử có chiều rộng nhỏ hơn 60 mm và chiều dài nhỏ hơn 356 mm và các mẫu có chiều rộng từ 60 đến 100 mm, chiều d à i nhỏ hơn 138 mm, không thể tiến hành thử theo phương pháp này và cũng không thể thử trên mẫu thử có chiều rộng nhỏ hơn 3 mm. C.10.5.2 Lựa chọn mẫu Phải lấy ít nhất 5 mẫu thử từ vật liệu cần thử. Khi trong vật liệu có vận tốc cháy khác nhau tùy theo hướng của vật liệu (điều này đã được thiết lập trong thử sơ bộ) th ì phải l ấ y 5 mẫu (hoặc có thể nhiều hơn) và đặt trong thiết bị thử sao cho đo được vận tốc cháy lớn nhất. Khi vật liệu được cung cấp theo chiều rộng, trên chiều rộng này phải cắt ra một chiều dài í t nhất là 500 mm. T ừ phần bị cắt, các mẫu phải được lấy cách mép của vật liệu không nhỏ hơn 100 mm và tại các điểm cách đều nhau. Các mẫu phải được lấy theo cùng một cách từ các sản ph ẩ m thử khi hình dạng của sản phẩm cho phép. Nếu chiều dày của sản phẩm lớn hơn 13 mm, nó phải được giảm xuống 13 mm bằng gia công cơ khí bề mặt phía trong. Các vật liệu composite (C.10.2.2, phụ lục này) phải được thử nếu chúng đồng nhất. Trong trường hợp vật liệu gồm nhiều lớp hợp chất khác nhau được thêm vào mà không phải là vật liệu composite, tất cả các lớp vật liệu có độ d ày 13 mm, tính từ bề mặt phía trong khoang hành khách, phải được thử từng lớp một. C. 10.5.3 Điều kiện thử Các mẫu thử phải được đ ặ t trong buồng có nhiệt độ quy định 23 0 C ± 2 0 C, độ ẩm tương đối 50 % ± 5 % ít nhất trong 24 h nhưng không quá 7 ngày và phải được duy trì đến khi tiến hành thử. K í ch thước tính bằng milimét Hình C.22 - M ẫ u thử C.10.6 Trình tự thử C. 10.6.1 Đặt các mẫu thử có lớp phủ ngoài lên một mặt phẳng v à chải hai lần lớp phủ bằng bàn chải (xem C.10.4.5 phụ lục này). C. 10.6.2 Đặt mẫu thử lên giá đỡ mẫu ( xem C .10.4.2) cạnh tiếp xúc lửa khi thử hướng xuống dưới, về phía ngọn lửa. C.10.6.3 Chỉnh ngọn lửa của kh í đốt sao cho có độ cao 38 mm bằng cách sử dụng các chốt trong buồng đốt, đường nạp không khí của m ỏ đốt phải được đ ó ng lại. Ngọn lửa phải cháy ít nhất 1 min đ ể ổn định trước khi tiến h à nh phép thử đầu tiên. C.10.6.4 Đưa giá đỡ mẫu thử vào buồng đốt sao cho đầu của mẫu thử tiếp xúc với ngọn lửa và sau 15 s thì cắt nguồn cấp khí đốt. C.10.6.5 Bắt đầu đo thời gian cháy khi chân của ngọn lửa vượt qua điểm đo đầu tiên. Quan sát ngọn l ử a lan truyền trên mặt nào (trên hoặc dưới) nhanh h ơ n. C.10.6.6 Phép đo thời gian cháy kết thúc khi ngọn lửa đến điểm đo cuối cùng hoặc khi ngọn lửa tắt trước khi đạt tới điểm này. Nếu ngọn l ử a không cháy đến điểm đo cuối cùng, phải đo khoảng cách từ điểm cháy đến điểm mà ngọn lửa tắt. Khoảng cách cháy là phần mẫu bị phá huỷ trên bề mặt bên trong do cháy. C.10.6.7 Nếu mẫu không bị đốt cháy hoặc không tiếp tục ch á y sau khi mỏ đốt đã tắt hoặc ngọn lửa tắt trước khi đạt được điểm đo đầu tiên và như vậy không đo được thời gian cháy, khi đó ghi trên báo cáo kết quả thử: tốc độ cháy là 0 mm/min. C .10.6.8 Trước khi thực hiện bất kỳ phép thử nào hoặc thực hiện thử lại, phải bảo đảm nhiệt độ của buồng cháy và thiết bị giữ mẫu không quá 30 0 C khi b ắ t đầu th ử . C.10.7 T í nh toán: tốc độ cháy B, đo bằng mm/min, tính theo công thức: trong đó S l à khoảng cách cháy, tính bằng mm; t là thời gian để cháy hết, tính bằng s . C.10.8 Các chỉ số cản trở của các đặc tính phụ Không yêu cầu các đặc tính phụ. C.10.9 Đánh giá kết quả C.10.9.1 Kính an toàn phủ vật liệu dẻo (xem 2.4) và kính an toàn thủy tinh - vật liệu dẻo (xem 2.5) được coi là đạt yêu cầu phép thử độ chịu lửa nếu vận tốc cháy không vượt quá 90 mm/min. C.10.9.2 Kính vật liệu dẻo không thể uốn (xem 2.6.1), kính vật liệu dẻo có thể uốn (xem 2.6.2) và kính ghép vật liệu dẻo không thể uốn được coi là đ ạ t yêu cầu phép thử độ chịu lửa nếu vận tốc cháy không vượt quá 110 mm/min. C. 11 Th ử độ b ề n hóa học C.11.1 Các chất hóa học được sử dụng để th ử C.11.1.1 Dung dịch xà phòng không ăn mòn: 1 % khối lượng Oletat-kali trong nước đã khử ion. C .11.1.2 Dung dịch rửa cửa sổ: dung dịch nước có Isopropanol và dipropylene glycol monomethyl có nồng độ từ 5 đến 10 % theo khối lượng và amoni hy đ roxit có nồng độ từ 1 % đến 5 % theo khối lượng . C.11.1.3 Cồn nguyên ch ấ t biến tính: 1 phần thể t í ch rượu methylic trong 10 phần thể tích rượu ethylic. C.11.1.4 Xăng hoặc xăng chuẩn tương đương: Một hỗn hợp với 50 % thể tích Toluen, 30 % th ể tích 2,2,4-trimethy l pentane, 15 % thể tích 2,2,4-trimeth yl -penten và 5 % th ể t í ch rượu ethylic: N.B. H ỗ n hợp nhiên liệu dùng để th ử phải được ghi lại trong báo cáo thử nghiệm. C .11.1.5 Dầu lửa chuẩn: Một hỗn hợp của 50 % thể tích n-octan v à 50 % thể tích n-decan. C.11.2 Phương pháp th ử C.11.2.1 Thử nhúng Sử dụng 4 mẫu có kích thước 180 mm x 25 mm cho một phép thử tương ứng với một chất hóa học cho trong C.11.1 trên. Sử dụng mẫu mới cho mỗi phép thử và mỗi lần làm sạch. Trước khi thử , các mẫu thử phải được làm sạch theo hướng dẫn của nhà sản xu ấ t, sau đó phải thuần hóa ở điều kiện nhiệt độ quy định 23 0 C ± 2 0 C, độ ẩm tương đ ố i 50 % ± 5 % trong 48 h điều kiện này ph ả i được duy trì trong suốt quá tr ì nh thử. Mẫu thử phải được nhúng hoàn toàn vào trong dung dịch thử trong thời gian 1 min, sau đó lấy ra khỏi dung dịch và lau khô bằng v ả i cot ton thấm nước. C.11.2.2 Chỉ số cản trở của đặc tính phụ Không màu Có màu M à u của lớp trung gian hoặc lớp phủ vật liệu dẻo 2 2 Không có đặc tính phụ khác . C .11.2.3 Đánh giá kết quả C.11.2.3.1 Phép thử độ bền hóa học được coi là th ỏ a mãn nếu mẫu thử không bị mềm ra, không có v ế t rạn, bề mặt bị không bị hỏng và mẫu không m ấ t độ trong suốt một cách rõ r à ng. C.11.2.3.2 Mẫu thử được coi là thỏa mãn nếu ít nhất 3 trong 4 mẫu thử cho kết quả đạt yêu cầu đối với mỗi phép thử. C. 11.2.4 Quy tr ì nh th ử có t ả i: C.11.2.4.1 Mẫu thử được đặt nằm ngang trên giá đỡ, một đầu được cố định bằng giá đỡ, phần c ò n lại tựa trên một cạnh gối đỡ trên toàn bộ chiều rộng, cách giá cố định 51 mm. Khối lượng thử được treo ở đ ầ u t ự do của mẫu thử, cách cạnh gối đỡ 102 mm (xem Hình C.23). C .11.2.4.2 Khối lượng thử s ẽ là 28,7 t 2 g, Ở đây t là độ dày của mẫu thử tính theo mm. Sức căng của các sợi bên ngoài mẫu thử xấp xỉ 6,9 MPa. VÍ DỤ : Đối với m ẫ u thử dà y 3 mm đặt nằm ngang, đầu cố định và gối đỡ cách nhau 51 mm th ì khối lượng của t ả i l à 258 g đặt l ê n đầu tự do của mẫu cách gối đ ỡ 102 mm. C.11.2.4.3 Trong khi mẫu thử chịu t ả i, một loại hóa chất th e o quy định được phủ l ê n bề mặt phía trên c ủ a mẫu thử, xung quanh vùng gối đỡ. Dùng một bàn chải mềm rộng 13 mm, nhúng vào dung dịch hóa chất trư ớ c mỗi lần qu é t. Thực hiện 10 lần quét độc lập cách nhau 1 s theo bề rộng của mẫu thử, cách xa các đầu và cạnh mép , như yêu cầu tại Hình C.24. C. 11.2.5 Chỉ số cản trở của các đặc tính phụ Không màu Có màu Màu lớp phủ bằng v ật li ệ u dẻo hoặc kính vật liệu dẻo 1 2 Không y ê u cầu các đặc tính phụ khác. C. 11.2.6 Đánh giá kết quả C.11.2.6.1 Thử độ bền hóa học được coi như đạt các yêu cầu thử nghiệm nếu mẫu thử không có biểu hiện mềm, d í nh, rạn nứt hoặc mất tính trong suốt một cách r õ ràng. Kích thước t í nh bằng milimét Hình C.23 - Phương pháp gá đặt mẫu thử K í ch thước t í nh bằng milimét Hình C.24 - Phương pháp quét hóa chất lên m ẫ u th ử C.11.2.6.2 Các mẫu thử được xem là đạt yêu cầu thử độ bền hóa học nếu thỏa mãn một trong các đ iều kiện sau C. 11.2.6.2.1 Tất cả mẫu thử cho kết quả đạt yêu cầu; C.11.2.6.2.2 Một mẫu thử cho kết quả thử không đạt yêu cầu, nhưng một loạt các phép thử thực hiện trên một bộ các mẫu thử mới cho kết quả đạt yêu cầu. C. 12 Th ử uốn thử gấp C.12. 1 Phạm vi áp dụng Phép thử này dùng để xác định kính thử thuộc loại vật liệu dẻo không thể uốn hay vật liệu dẻo c ó thể uốn được. C.12.2 Phương pháp thử Một mẫu thử hình chữ nh ậ t kích thước 300 mm x 25 mm được cắt ra từ t ấ m kính có chiều dày danh định, mẫu thử được kẹp chặt nằm ngang trên thiết bị sao cho đầu tự do cách thiết bị kẹp 275 mm. Đầu tự do ph ả i được đỡ bằng thiết bị phù hợp cho tới khi phép thử bắt đ ầ u. Sau 60 s từ khi b ỏ thiết bị đỡ , nếu dịch chuyển của đầu tự do theo phương thẳng đứng vượt quá 50 mm th ì tiếp tục phép thử gấp 180 °. M ẫ u thử được gập lại một cách d ứ t khoát, sau đó nó được gấp quanh miếng thép có độ dày 0,5 mm cho đến khi nó tiếp xúc hoàn to à n cả hai mặt với nhau. Kích thước t í nh b ằ ng milimét Hình C.25 - Sơ đồ bố trí thử uốn C.12.3 Điều kiện thử - Nhiệt độ: 20 0 C ± 2 0 C - Độ ẩm tương đối: 60 % ± 5 % C.12.4 Các yêu cầu Biến dạng theo phương th ẳ ng đứng lớn hơn 50 mm đối với kính vật liệu dẻo có thể uốn được, và sau 10 s bị uốn 180 ° vật liệu không bị nứt gãy tại điểm gấp (xem Hình C.25). C. 13 Thử cắt ngang C.13.1 Phạm vi áp dụng Phép thử này là phương pháp đơn giản để xác đ ị nh khả năng bám dính của các lớp phủ với bề mặt bên dưới. Cũng có thể sử dụng để đánh giá t í nh giòn dễ v ỡ và các đặc tính độ bền khác. C.13.2 Thiết bị th ử Sử dụng dao cắt có 6 lưỡi cách nhau 1 mm. Dùng kính lúp có độ phóng đại 2x để kiểm tra bằng quan sát mẫu thử cắt ngang (xem Hình C.26). Hình C.26 - Dao cắt có sáu lư ỡ i C.13.3 Phương pháp thử Cắt qua lớp ph ủ trên bề mặt một khoảng rộng bằng 6 lưỡi cắt và thực hiện một đường cắt khác theo hướng vuông góc v ớ i đường này tạo ra một hình kẻ ca rô có 25 ô vuông (hình cắt ca rô). Dao cắt được đ ẩ y ra từ từ với tốc độ từ 2 cm/s đến 5 cm/s và lưỡi cắt tiếp xúc với bề mặt nhưng không ăn vào quá s â u. Quá trình cắt được thực hiện sao cho hai đầu dẫn hướng trên lưỡi cắt của thiết bị tiếp xúc đều với bề mặt. Sau khi thử, các vết cắt được quan sát bằng kính lúp đ ể kiểm tra xem chúng có cắt tới bề mặt không. Phép thử được thực hiện ít nhất ở 2 vị trí khác nhau trên mẫu thử. Sau khi các vết cắt đã được tạo ra, sử dụng bàn chải lông polyamide chải nhẹ 5 lần theo hướng hai đường chéo. C.13.4 Đánh giá kết quả Quan sát hình cắt ca rô bằng kính lúp. Trường hợp các lưỡi cắt hoàn toàn phẳng m ị n và không có mảnh lớp ph ủ nào bị bong ra thì nó biểu th ị giá trị cắt ngang là Gt 0 . Nếu có một số mảnh trong phần giao nhau của các nét cắt b ị bong ra và nếu toàn bộ các vùng bị bong tróc vào khoảng 5 % hình cắt ca rô th ì giá trị cắt ngang là Gt1. Với các vùng bong tróc lớn hơn sẽ được phân loại theo mức từ Gt2 đến Gt5 cho trong B ả ng C.8. B ả ng C.8 - Phân loại cấp độ cắt ngang theo giá trị bong tróc lớn Cấp đ ộ giá trị cắt ngang T ỉ l ệ vùng bong tróc của hình cắt ca rô Gt2 Gt3 Gt4 Gt5 Tr o ng khoảng 5 % và 15 % Trong khoảng 15 % và 35 % Trong khoảng 35 % và 65 % Cao hơn 65 % Phụ lục D (Quy đ ị nh) Kính chắn gió độ bền cao D.1 Định nghĩa kiểu Kính chắn gió độ bền cao được xem là thuộc về các kiểu khác nhau nếu chúng khác nhau ít nhất ở một trong các đặc tính chủ yếu hoặc phụ sau đây D.1.1 Đặc tính chủ yếu D.1.1.1 Tên thương mại hoặc nh ã n hiệu D.1.1.2 Hình dạng và kích thước Kính chắn gió độ bền cao được xem là thuộc về nhóm này hay nh ó m kia của hai nhóm với phụ thuộc vào kết quả thử độ phân mảnh và các đặc tính cơ học, tức là nằm ở 1 trong 2 nhóm sau: D.1.1.2.1 Kính chắn gió phẳng, và D.1.1.2.2 Kính chắn gió cong D.1.1.3 Phân loại theo chiều dày, trong đó chiều dày danh nghĩa là ‘e’ như sau (dung sai chế tạo cho phép là ± 0,2 mm). Lo ạ i I: e ≤ 4,5mm Loại II: 4,5 mm < e=""> ≤ 5,5 mm Loại III: 5,5 mm < e="" ≤="" 6,5=""> Loại IV: e > 6,5 mm D.1.2 Đặc tính phụ D .1.2.1 Bản chất của vật liệu (kính phẳng, kính nổi, kính t ấ m mỏng). D. 1.2.2 M à u sắc (không màu hoặc nhạt màu). D .1.2.3 Sát nhập hoặc cách khác của các chất dẫn. D. 1.2.4 Sát nhập hoặc cách khác của các dải làm mờ. D. 2 Th ử độ phân mảnh D. 2.1 Ch ỉ số cản trở của đặc tính phụ D. 2.1.1 Ch ỉ có bản ch ấ t của vật liệu. D. 2.1.2 Kính nổi và kính tấm mỏng được coi như có cùng một chỉ số cản trở. D. 2.1.3 Phép thử độ phân m ả nh được lặp lại khi chuyển từ kính phẳng sang kính nổi hoặc kính tấm mỏng và ngược lại. D. 2.2 S ố lượng mẫu Sử dụng 6 mẫu t ừ loạt mẫu có b ề mặt khai triển nh ỏ nhất và 6 mẫu từ loạt mẫu có bề mặt bề mặt khai triển lớn nhất, các mẫu này được chọn theo hướng dẫn ở Phụ lục P . D. 2.3 Các vùng khác nhau của k í nh Kính chắn gió độ bền cao bao gồm 2 vùng chính: F1 và F2. Nó cũng có thể g ồ m một vùng trung gian F3. Các vùng n à y được định nghĩa như sau. D. 2.3.1 Vùng F1 Vùng biên ngoài có độ phân mảnh tốt, là một dải rộng ít nhất 7 cm bao xung quanh kính chắn gió và bao gồm cả một dải phía ngoài rộng 2 cm không phải là đối tượng đ ể đánh giá. D. 2.3.2 Vùng F2 Vùng nhìn thấy có độ phân mảnh khác nhau, luôn luôn bao gồm ph ầ n hình chữ nhật, có kích thước ít nhất cao 20 cm, d à i 50 cm. D .2.3.2.1 Với loại xe M1, tâm của h ì nh chữ nhật nằm trong vòng tròn bán kính 10 cm có tâm trên hình chiếu của đi ể m giữa đoạn V1 - V2. D. 2.3.2.2 Với loại xe M và N khác với M1, tâm của h ì nh chữ nhật đặt trong vòng tròn bán kính 10 cm có tâm trên hình chiếu của điểm 0. D. 2.3 Với máy kéo nông lâm nghiệp, xe sử dụng trong xây dựng, vị trí của vùng nhìn thấy phải được ch ỉ ra trong báo cáo kết quả thử. D. 2.3.2.4 Chiều cao của hình chữ nhật có thể giảm xuống c ò n 15 cm đối với kính chắn gió có chiều cao nhỏ hơn 44 cm. D .2.3.3 Vùng F3 Vùng trung gian giữa vùng F1 và F2, có chiều rộng nhỏ hơn 5 cm. D. 2.4 Phương pháp thử Áp dụng các phương pháp quy định trong C.1, Phụ lục C. D. 2.5 Điểm va đập (xem Hình T.2, Phụ lục T) D. 2.5.1 Điểm va đập được lựa chọn như sau: Điểm 1: Trong phần giữa của vùng F2, trong vùng ứng suất thấp hoặc cao. Đi ể m 2: Trong vùng F3 , g ầ n nhất đối với mặt phẳng đối xứng thẳng đ ứ ng của vùng F2. Điểm 3 và 3’: Cách các mép của một trung tuyến của mẫu 3 cm. Khi có các vết đánh dấu vùng giữ kính trên xe, một điểm va đập phải gần mép có vết giữ này và điểm va đập còn lại g ầ n với mép đ ố i diện. Điểm 4: Ở nơi có bán kính cong nhỏ nhất, trên tr u ng tuyến dài nhất. Điểm 5: Cách mép của mẫu 3 cm, ở chỗ mà bán kính cong của mép nhỏ nhất, ở bên trái hoặc bên phải của m ẫ u. D. 2.5.2 Phép thử độ phân mảnh phải được thực hiện tại một trong các điểm 1, 2, 3, 3’, 4 và 5. D. 2.6 Đánh giá kết quả D. 2.6.1 Phép thử được coi là cho kết quả đạt yêu cầu n ế u độ phân mảnh đạt t ấ t c ả các điều kiện trong D.2.6.1.1, D.2.6.1.2 và D.2.6.1.3. D. 2.6.1.1 Vùng F1 D. 2.6.1.1.1 S ố lượng mảnh vỡ hình vuông 5 cm x 5 cm không nhỏ hơn 40 và cũng không lớn hơn 350. Tuy nhiên, trong trường hợp s ố mảnh v ỡ nhỏ hơn 40 nhưng số m ả nh v ỡ này có dạng hình vuông 10 cm x 10 cm chứa hình vuông 5 cm x 5 cm không nh ỏ hơn 160 th ì có thể chấp nhận được. D. 2.6.1.1.2 Theo quy định trên, một mảnh vỡ kéo dải qua một cạnh hình vuông phải được đếm như mộ t nửa m ả nh v ỡ . D. 2.6.1.1.3 Không được thử độ phân mảnh trong d ả i rộng 2 cm xung quanh cạnh mẫu thử, dải này được xem như khung kính, không nằm trong bán kính 7,5 cm t í nh từ điểm va đập. D. 2.6.1.1.4 Cho phép có tối đa 3 mảnh v ỡ có d iện tích l ớ n hơn 3 cm 2 . Không cho phép có 2 mảnh vỡ trong số đó n ằ m trong cùng một đường tròn đường kính 10 cm. D. 2.6.1.1.5 Cho phép c ó các mảnh vỡ c ó hình thon dài, miễn là các đ ầ u của chủng không sắc, độ d à i không vượt quá 7,5 cm, ngoại trừ trong trường hợp cho trong D.2.6.2.2. Nếu những mảnh vỡ này kéo dài đến mép kính, chúng không được tạo thành góc lớn hơn 45 0 với mép kính. D .2.6.1.2 Vùng F2 D. 2.6.1.2.1 Khả năng nhìn còn lại sau khi v ỡ phải được kiểm tra lại trong hình chữ nhật quy định trong D. 2.3.2 ở trên. Trong hình chữ nhật này tổng diện tích b ề mặt của các mảnh vỡ, có diện tích không lớn hơn 2 cm 2 , không nhỏ hơn 15 % diện tích hình chữ nhật. Tuy nhiên, trong trường hợp kính chắn gió có chiều cao nhỏ hơn 44 cm hoặc góc lắp đặt của nó nhỏ hơn 15 0 theo phương th ẳ ng đứng, kh ả năng nhìn ít nhất phải bằng 10 % của hình chữ nhật tương ứng. D. 2.6.1.2.2 Không cho phép có mảnh v ỡ nào có diện tích lớn hơn 16 cm 2 , trừ trường hợp được cho trong D.2.6.2.2. D .2.6.1.2.3 Trong b á n kính 10 cm tính từ điểm va đập, nhưng ch ỉ trong phần hình tròn chứa trong vùng F2, cho phép có ba m ả nh v ỡ với diện tích lớn hơn 16 cm 2 nhưng nhỏ hơn 25 cm 2 . D. 2.6.1.2.4 Các mảnh vỡ phần lớn có hình dạng đều đặn và không có những điểm được quy định trong D.2.6.1.2.4.1. Không cho phép có nhiều hơn 10 mảnh không đều đặn có dạng hình chữ nh ậ t 50 cm x 20 cm và không nhiều hơn 25 mảnh trên toàn bộ bề mặt kính chắn gió. Không mảnh vỡ nào dài hơn 35 mm tương ứng với 2.6.1.2.4.1 dưới đây. D. 2.6.1.2.4.1 Một mảnh vỡ được coi là mảnh vỡ đặc biệt nếu nó không thể đặt trong hình tròn đường kính 40 mm, hoặc nếu có ít nhất một điểm mà khoảng cách từ điểm này đến phần có chiều dày bằng chiều dày của kính lớn hơn 15 mm, hoặc có một hoặc nhiều đ ỉ nh có góc đ ỉ nh nhỏ hơn 40 0 . D. 2.6.1.2.5 Cho phép có các mảnh vỡ dạng thon dài trong vùng F2 nếu chúng không vượt quá chiều dài 10 cm, trừ trường hợp ghi trong D.2.6.2.2. D. 2.6.1.3 Vùng F3 Các mảnh vỡ trong vùng này phải có đặc tính trung gian giữa các m ả nh vỡ tương ứng cho phép ở các vùng lân cận (vùng F1 và F2). D. 2.6.2 Kính chắn gió được coi như đạt yêu cầu thử độ phân mảnh, nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được th ỏa m ã n: D. 2.6.2.1 Khi tất cả các phép thử được thực hiện tại điểm va đập quy định trong D.2.5.1 cho kết quả đạt yêu cầu. D. 2.6.2.2 Khi một phép thử trong tất cả các phép thử thực hiện tại điểm va đập quy định trong D.2.5.1 cho kết quả không đạt yêu cầu, số lượng mảnh vỡ đếm được không vượt quá giới hạn sau: Vùng F1: Không có nhiều hơn 5 m ả nh vỡ có chiều dài từ 7,5 cm đến 15 cm. Vùng F2: Không có nhiều hơn 3 mảnh vỡ có diện tích từ 16 cm 2 đến 20 cm 2 trong vùng bên ngoài vòng tròn bán kính 10 cm, tâm đặt trên điểm va đập. Vùng F3: Không nhiều hơn 4 mảnh vỡ có chiều dài từ 10 đ ế n 17, 5 cm. và được lặp lại trên một mẫu mới theo quy định của D.2.6.1 hoặc có các sai lệch nằm trong các giới hạn đã được quy định ở trên. D. 2.6.2.3 Khi 2 l ầ n thử trong tất cả các lần thử được thực hiện tại các điểm va đập quy định trong D. 2.5 . 1 trên cho kết quả không đạt yêu cầu với các sai lệch không vượt quá giới hạn quy định trong D. 2.6.2.2 trên và một loạt các phép thử tiếp theo thực hiện trên bộ các mẫu mới phù hợp với quy định của D.2.6.1 trên hoặc không quá hai mẫu trong bộ mẫu mới có các sai lệch trong giới hạn quy định trong D.2.6.2.2 trên. D. 2.6.3 Nếu có các sai lệch như trên, phải ghi chúng vào báo cáo thử nghiệm và ảnh chụp các mảnh vỡ của các phần có liên quan đến kính chắn gió được kèm với báo cáo. D.3 Th ử bằng chuỳ thử D.3.1 Các chỉ số cản trở ở của đặc tính phụ Không có đặc tính phụ nào được yêu cầu. D.3.2 Số lượng mẫu D.3.2.1 Với mỗi nhóm kính chắn gió độ bền cao, phải chọn 8 mẫu cùng loại, bao gồm 4 mẫu có bề mặt khai triển nhỏ nhất và 4 mẫu có bề mặt khai triển lớn nhất để tiến hành thử độ phân mảnh (xem D.2.2). D.3.2.2 Phòng thử nghiệm có thể thay thế b ằ ng cách th ử 6 m ẫ u thử kích thước (1100 mm x 500 mm) mm đối với mỗi một loại chiều dày của kính ch ắ n gió. D.3.3 Phương pháp thử D.3.3.1 Á p dụng phương pháp th ử quy định trong C.3.1, Phụ lục C. D.3.3.2 Độ cao rơi là 1,5 mm. D.3.4 Đánh giá k ế t quả D.3.4.1 Phép thử được coi như cho kết quả đạt yêu cầu nếu kính chắn gió hay mẫu thử bị rạn vỡ. D.3.4.2 Một bộ các mẫu thử được xem là đạt yêu cầu kết quả thử bằng chuỳ thử nếu một trong hai điều kiện sau được đáp ứng: D.3.4.2.1 Tất cả các phép thử cho kết quả đ ạ t yêu cầu D.3.4.2.2 Một phép thử cho kết quả không đạt yêu cầu, nhưng một loạt các phép thử tiếp theo trên bộ mẫu thử mới cho kết quả đạt yêu cầu. D.4 Chất l ượ ng quang học Áp dụng các yêu cầu chất lượng quang học quy định trong C.9, Phụ lục C cho mọi loại kính chắn gió. Phụ lục E (Quy định) Kính độ bền cao đồng nhất CHÚ TH Í CH: Loại kính độ bền cao đồng nhất này có thể sử dụng làm kính chắn gió cho c á c loại xe ô tô có tốc độ tối đa không quá 40 km/h. E. 1 Định nghĩa kiểu Kính chắn gió độ bền cao đồng nhất được xem là thuộc về các kiểu khác nhau nếu chúng khác nhau ít nhất ở một trong số các đặc tính chủ yếu hoặc phụ sau E. 1.1 Đặc tính chủ yếu E. 1.1.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu. E. 1.1.2 Bản chất của quá trình xử lý tăng độ bền (nhiệt độ hoặc hóa học). E. 1.1.3 Phân loại hình dạng: Có 2 loại khác nhau. E. 1.1.3.1 Kính ph ẳn g E. 1.1.3.2 Kính có cả phần cong và phẳng. E. 1.1.4 Phân loại chiều dày theo độ dày danh nghĩa “e”, như sau (dung sai sản phẩm cho phép ± 0,2 mm). Loại 1 e ≤ 5,5 mm Loại 2 3,5 mm < e="" ≤="" 4,5=""> Loại 3 4,5 mm < e="" ≤="" 6,5=""> Loại 4 e > 6,5mm E. 1.2 Các đặc tính phụ E. 1.2.1 Bản chất của vật liệu: kính phẳng, kính nổi, kính tấm mỏng E. 1.2.2 M à u sắc (nhạt màu hoặc đ ậ m m à u) E. 1.2.3 Sát nhập hoặc cách khác của chất dẫn (nhiệt hoặc điện) E. 1.2.4 Sát nhập hoặc cách khác của d ả i chắn sáng E. 2 Thử độ phân mảnh E. 2.1 Các ch ỉ số cản trở của đặc tính phụ Vật liệu Chỉ s ố cản tr ở Kính phẳng 2 Kính nổi 1 Kính tấm mỏng 1 Không yêu cầu các đặc tính phụ khác. E. 2.2 Lựa chọn mẫu thử E. 2.2.1 Mẫu của từng loại hình dạng và mỗi loại độ dày gây khó khăn cho sản xuất phải được lựa chọn theo các chỉ tiêu thử nghiệm sau: E. 2.2.1.1 Trong trường hợp kính phẳng, 2 bộ mẫu phải được chọn để thử tương ứng với E. 2.2.1.1.1 Bề mặt khai triển lớn nhất. E. 2.2.1.1.2 Góc nhỏ nhất giữa 2 cạnh kề nhau. E. 2.2.1.2 Trong trường hợp kính có cả phần cong và phẳng , 3 bộ mẫu được chọn để thử tương ứng E. 2.2.1.2.1 Bề mặt khai triển lớn nhất. E. 2.2.1.2.2 Góc nhỏ nhất giữa 2 cạnh kề nhau. E. 2.2.1.2.3 Chiều cao phân đoạn lớn nhất. E. 2.2.2 Các phép thử được thực hiện trên những mẫu tương ứng với vùng lớn nhất “S” phải được coi như thích hợp với bất kỳ vùng khác nhỏ hơn S + 5 %. E. 2.2.3 Nếu mẫu thử có góc g <> 0 phép thử phải được coi là thích hợp cho t ấ t c ả các kính được sản xuất có góc lớn hơn g - 50 0 . Nếu các mẫu thử có góc g ≥ 30 0 , các phép thử phải được coi là thích hợp cho tất cả các kính được sản xuất có góc ≥ 30 0 . E. 2.2.4 N ế u chiều cao phân đoạn “h ” của mẫu thử lớn hơn 100 mm, các phép thử phải được coi như áp dụng được cho tất cả các kính được sản xuất có chiều cao phân đoạn “h ” nhỏ hơn (h + 30) mm. Nếu chiều cao phân đoạn h của mẫu thử ≤ 100 mm, phép thử phải coi như áp dụng được cho tất cả các kính được sản xuất có chiều cao phân đoạn h ≤ 100 mm. E. 2.3 Số lượng mẫu trong một nhóm Tương ứng với loại hình dạng được quy định trong E.1.1.3 trên, số lượng mẫu trong một nhóm xác định theo B ả ng E.1. Bảng E.1 - Xác định số lượng mẫu theo nhóm kính Loại kính S ố lượng mẫu Kính ph ẳ ng 4 Kính cong (bán kính cong nhỏ nhất ≥ 200 mm) 4 Kính cong (b á n kính cong nhỏ nhất < 200=""> 8 E.2.4 Phương pháp thử E. 2.4.1 Phải sử dụng phương pháp được quy định trong C.1, Phụ lục C. E. 2.5 Các điểm va đ ậ p (xem hình T.3, Phụ lục T) E. 2.5.1 Với các kính cong và kính phẳng, các điểm va đập được xác định lần lượt cho từng loại trong Phụ lục T, và ở Hình T.3 (a) và T.3 (b) ở một phía và Hình T.3 (c) của Phụ lục T phía đối diện như sau: Điểm 1: Ở tâm hình học của t â m kính. Đi ể m 2: Đối với các tấm kính cong có bán kính cong nhỏ nhất < 200="" mm.="" điểm="" được="" chọn="" này=""> ả i n ằ m trên trung tuyến dài nhất, ở phần có bán kính cong nhỏ nhất. E. 2.5.2 Sử dụng 4 mẫu thử để thử đối với mỗi một điểm va đập quy định. E. 2.6 Đánh giá kết quả E. 2.6.1 Phép thử phải được coi l à cho kết quả đạt yêu cầu, nếu độ phân mảnh đáp ứng các điều kiện dưới đây: E. 2.6.1.1 S ố mảnh vỡ trong mỗi hình vuông 5 cm x 5 cm không nhỏ hơn 40. E. 2.6.1.2 Theo các mục đ í ch của quy định trên, một mảnh v ỡ kéo dài qua cạnh hình vuông phải được đếm l à một nửa mảnh vỡ. E. 2.6.1.3 Không thử độ phân mảnh trong dải rộng 2 cm xung quanh mép của mẫu, d ả i này xem như là khung kính, và cũng không thử trong bán kính 7,5 cm tính từ điểm va đập. E. 2.6.1.4 Khi sự phân mảnh kéo dài đến vùng không th ử th ì chỉ mảnh v ỡ rơi ở ngoài vùng này mới được t í nh E. 2.6.1.5 Không cho phép có các mảnh v ỡ với diện tích vư ợt quá 3 cm 2 , ngoại trừ trường hợp đã được cho trong E.2.6.1.3. E. 2.6.1.6 Không cho phép có mảnh vỡ có chiều dài >100 mm, ngoại trừ trường hợp chúng nằm trong vùng được định nghĩa trong E.2.6.1.3 trên, với điều kiện: E. 2.6.1.6.1 Các đầu của chúng kh ô ng sắc cạnh. E. 2.6.1.6.2 Nếu chúng kéo dài đến mép tấm kính, chúng không tạo thành góc lớn hơn 45 0 v ớ i mép kính. E. 2.6.2 Một nhóm mẫu thử được coi như cho kết quả đạt y ê u cầu về thử độ phân mảnh nếu ít nhất 3 trong 4 phép thử thực hiện trên m ỗ i điểm va đập được cho trong E.2.5.1 cho kết quả đạt yêu cầu. E. 2.6.3 Nếu có các sai lệch kết quả thử đề cập ở trên, chúng phải được ghi lại trong báo cáo kết quả thử và các ảnh chụp các phần mảnh vỡ ngoài qui định của tấm kính được lưu lại cùng báo cáo thử nghiệm. E. 3 Thử độ bền cơ học E. 3.1 Th ử độ b ề n cơ học b ằ ng bi 227 g Các ch ỉ s ố cản trở của đặc tính phụ Vật li ệ u Ch ỉ s ố c ả n tr ở Màu sắc Chỉ số cản trở K í nh phẳng 2 không màu 1 Kính nổi 1 có màu 2 Kính tấm mỏng 1 - - Các đặc tính phụ khác không yêu cầu (tên, sát nhập hoặc c á ch khác của các chất dẫn). E. 3.1.2 Số lượng mẫu thử Phải thực hiện các phép thử trên 6 mẫu thử cho mỗi một loại chiều dày được định nghĩa trong E.1.1.4. E. 3.1.3 Phương pháp thử E. 3.1.3.1 Phương pháp th ử được quy định trong C .2.1, Phụ lục C. E. 3.1.3.2 Độ cao rơi (từ mặt dưới của bi đến mặt trên của mẫu thử) là 2,0 m mm. E. 3.1.4 Đánh giá k ế t quả E. 3.1.4.1 Phép thử phải xem như cho kết quả đạt yêu cầu n ế u ít nhất 5 mẫu thử không vỡ. E. 4 Chất lư ợn g quang học E. 4.1 Các quy định về hệ số truyền sáng ổn định cho trong C.9.1, Phụ lục C được áp dụng cho kính độ bền cao đồng nhất hoặc các phần của tấm kính nằm trong tầm nhìn cần thiết của người lái. E. 4.2 Các quy định trong C.9, Phụ lục C phải được áp dụng cho kính độ bền cao đồng nhất được sử dụng làm kính chắn gió trên các xe có tốc độ thiết kế không vượt quá 40 km/h. Qui định này không áp dụng cho kính chắn gió phẳng nằm trong nh ó m kính chắn gió được y ê u cầu chứng nhận kiểu. Phụ lục F (Quy định) Kính chắn gió nhiều lớp thông thường F. 1 Định nghĩa kiểu Kính chắn gió nhiều lớp thông thường ph ả i được xem như thuộc về các kiểu khác nhau nếu chúng khác nhau ít nhất một trong các đặc tính chủ yếu hoặc phụ sau đây F. 1.1 Các đặc tính chủ yếu F.1.1.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu F. 1.1.2 Hình dạng và kích thước Kính chắn gió nhiều lớp thông thường phải được xem như thuộc về cùng một nhóm để thử độ b ề n cơ học và thử tác động của môi trường. F. 1.1.3 Số lượng các lớp của kính. F. 1.1.4 Chiều dày danh nghĩa “e” của kính chắn gió, với dung sai chế tạo là ± 0,2 n mm (n là số lớp của kính chắn gió). F .1.1.5 Chiều dày danh nghĩa của một hoặc nhiều lớp trung gian. F. 1.2 Đặc t ính phụ F. 1.2.1 Bản chất của vật liệu (Kính phẳng, kính nổi, kính tấm mỏng). F. 1.2.2 M à u sắc (tất cả hoặc từng phần) của một hoặc nhiều lớp trung gian (có m à u hoặc không màu). F. 1.2.3 M à u sắc của kính (không m à u hoặc có m à u). F. 1.2.4 Sát nhập hoặc cách khác của các chất dẫn (nhiệt hoặc điện). F. 1.2.5 Sát nhập hoặc cách khác của các d ả i chắn sáng. F. 2 Quy định chung F. 2.1 Đối với kính chắn gió nhiều lớp thông thường, phép thử khác với phép thử bằng chuỳ thử (xem mục F.3.2 dưới đây) và phép thử chất lượng quang học phải thực hiện trên mẫu thử phẳng được cắt ra t ừ kính chắn gió hoặc được sản xuất riêng cho mục đích thử. Trong mỗi trường hợp, các mẫu thử phải đại diện cho một loạt các sản phẩm kính chắn gió đã sản xuất có yêu cầu chứng nhận. F. 2.2 Trước mỗi một lần thử, mẫu thử phải được đặt trong phòng có nhiệt độ 23 0 C ± 2 0 C ít nhất 4 h. Phép thử phải được thực hiện càng sớm càng tốt khi mẫu thử được lấy ra khỏi phòng thuần hóa. F . 3 Thử bằng chuỳ thử F. 3.1 Các chỉ số c ả n trở của đặc tính phụ Không có đặc tính phụ nào được yêu cầu. F. 3.2 Thử b ằ ng chùy thử trên kính chắn gió hoàn thiện F. 3.2.1 Số lượng mẫu Phải tiến hành thử trên 4 mẫu l ấ y từ nhóm kính có bề mặt khai triển nhỏ nhất và 4 mẫu lấy từ nhóm kính có bề mặt khai triển lớn nhất theo quy định của Phụ lục P . F. 3.2.2 Phương pháp thử F. 3.2.2.1 Phương pháp thử được quy định trong C.3.1, Phụ lục C. F. 3.2.2.2 Độ cao rơi: 1,50 m mm. F. 3.2.3 Đánh giá kết quả F. 3.2.3.1 Phép thử này được coi như cho kết quả đạt yêu cầu, nếu các điều kiện sau được đáp ứng: F. 3.2.3.1.1 Mẫu thử rạn nứt thành nhiều hình tròn tâm nằm gần sát với điểm va đập, khoảng cách từ điểm va đập đến các mảnh rạn nứt gần nhất không lớn hơn 80 mm. F. 3.2.3.1.2 Các lớp kính vẫn còn dính vào lớp trung gian làm bằng vật liệu dẻo. Cho phép có một hoặc nhiều phần tách cục bộ khỏi lớp trung gian với khe h ở phân tách nhỏ hơn 4 mm ở cả hai bên của rạn nứt v à nằm bên ngoài vòng tròn đường kính 60 mm, có tâm là điểm va đập. F. 4 Th ử độ bền cơ học F. 4.1 Các chỉ số cản trở của đặc tính phụ Không có đặc tính phụ nào được yêu cầu. F. 4.2 Thử bằng bi 2260 g F. 4.2.1 Số lượng m ẫ u thử Phải th ử 12 mẫu hình vuông có cạnh mm. F. 4.2.2 Phương pháp th ử F. 4.2.2.1 Áp dụng phương pháp quy định trong C.2.2, Phụ lục C. F. 4.2.2.2 Độ cao rơi (từ mặt dưới của bi đến mặt trên của mẫu thử) là mm. F. 4.2.3 Đánh giá kết quả F. 4.2.3.1 Phép thử được coi như cho kết quả đ ạ t yêu cầu nếu bi không xuyên qua kính trong vòng 5 s sau lúc va đập. F. 4.2.3.2 Bộ mẫu thử được coi là đạt yêu cầu thử bằng bi 2260 g, nếu ít nhất 7 lần thử trong 12 lần th ử cho kết quả đạt yêu cầu. F. 4.3 Thử bằng bi 227 g F. 4.3.1 Các ch ỉ số cản trở của đặc tính phụ không có đặc tính phụ nào được yêu cầu. F. 4.3.2 Số lượng mẫu thử Phải thử 12 mẫu thử hình vuông có cạnh mm. F. 4.3.3 Phương pháp thử F. 4.3.3.1 Áp dụng phương pháp quy định trong C .2.1, Phụ lục C. Phải thử 10 mẫu ở nhiệt độ 40 0 C ± 2 0 C và 10 mẫu ở nhiệt độ â m 20 0 C ± 2 0 C. F. 4.3.3.2 Độ cao rơi tương ứng với độ dày khác nhau và khối lượng các mảnh vỡ tách ra được cho trong Bảng F.10 dưới: B ả ng F.10 - Độ cao r ơ i Chiều dày của mẫu thử + 40 0 C ± 2 0 C - 20 0 C ± 2 0 C Độ cao rơi Khối lư ợn g cho phép lớn nhất của mảnh vỡ Độ cao rơi Khối l ượng cho phép lớn nhất của mảnh v ỡ (mm) (m) ( g ) (m) (g) e ≤ 4,5 9 12 8,5 12 4,5 e ≤ 5,5 9 15 8,5 15 5 , 5 e ≤ 6,5 9 20 8,5 20 e > 6,5 9 25 8,5 25 F.4.3.4 Đánh giá kết quả F. 4.3.4.1 Phép thử được coi như cho kết quả đạt yêu cầu nếu các điều kiện sau đây được đáp ứng: - Bi không xuyên qua mẫu thử. - M ẫ u thử không vỡ thành nhiều mảnh. - Nếu lớp trung gian không bị rách, khối lượng các mảnh vỡ rơi ra từ mặt kính đối diện với điểm va đập không vượt quá giá trị tương ứng được quy định trong F.4.3.3.2 trên. F.4.3.4.2 Một bộ mẫu thử được coi như đạt yêu cầu thử b ằ ng bi 227 g nếu ít nhất 8 lần trong 10 lần th ử ở từng nhiệt độ quy định cho kết quả đạt yêu cầu. F.5 Thử tác động của môi trường F.5.1 Thử độ b ề n mài mòn F.5.1.1 Các ch ỉ số cản trở và phương pháp thử Áp dụng các quy định của C.4, Phụ lục C, phép thử được thực hiện liên tục trong 1000 vòng. F.5.1.2 Đánh giá kết quả Kính an toàn được coi như đạt yêu cầu phép thử độ bền mài mòn nếu phát tán ánh sáng sau mài mòn mẫu thử không vượt quá 2 %. F.5.2 Th ử độ bền chịu nhiệt độ cao Áp dụng các quy định của C.5, Phụ lục C. F. 5.3 Thử độ bền phát xạ F. 5.3.1 Yêu cầu chung Phép thử này ch ỉ được thực hiện nếu phòng thử nghiệm nhận th ấ y một cách rõ ràng rằng phép thử này là cần thiết đối với lớp trung gian. F. 5.3.2 Áp dụng các quy định của C.6.3, Phụ lục C. F .5.4 Th ử độ bền chịu độ ẩm Áp dụng các quy đ ị nh của C.7, Phụ lục C. F .6 Chất lượng quang học Các quy đ ị nh liên quan đ ế n chất lượng quang học của C.9, Phụ lục C được áp dụng cho mọi loại kính chắn gió. Các qui định này không áp dụng cho kính chắn gió phẳng nằm trong nhóm kính chắn gió được chứng nhận k i ểu nếu chúng có góc nghiêng v ề phía sau <> 0 so với phương thẳng đứng. Phụ lục G (Quy định) Kính nhiều lớp G. 1 Xác định kiểu Kính nhiều lớp được xem như thuộc về các kiểu khác nhau nếu chúng khác nhau ít nhất một trong các đ ặc t í nh chủ y ế u hoặc phụ sau đây. G. 1.1 Đặc tính chủ y ế u G. 1.1.1 Tên thương mại hoặc nh ã n hiệu. G. 1.1.2 Phân loại độ dày theo độ dày danh nghĩa “e” (dung sai sản xuất cho phép là ± 0,2 n mm, ( trong đó n là số lớp của tấm kính) như sau: Loại 1 e ≤ 5,5 mm Loại 2 5,5 mm e ≤ 6,5 mm Loại 3 e > 6,5 mm G .1.1.3 Chiều dày danh nghĩa của một hoặc các lớp trung gian. G. 1.1.4 Bản chất và loại của một hoặc các lớp trung gian, v í dụ như vật liệu của một hoặc các lớp trung gian là PVB hoặc vật liệu dẻo khác. G. 1.1.5 Xử lý đặc biệt cho một hoặc nhi ề u lớp của kính. G. 1.2 Đặc tính phụ G. 1.2.1 Bản chất của vật liệu (kính ph ẳ ng, kính nổi, kính tấm mỏng). G. 1.2.2 M à u sắc (tất cả hoặc t ừ ng phần) của một hoặc các lớp trung gian (có màu hoặc không m à u). G. 1.2.3 M à u s ắ c của kính (có màu hoặc không m à u). G. 1.2.4 Sát nhập hoặc cách khác của các dải chắn sáng. G. 2 Quy định chung G. 2.1 Đối với kính nhiều lớp , phải thực hiện phép thử trên mẫu thử phẳ n g được cắt ra từ kính thực được sử d ụ ng hoặc được chế tạo một cách đặc biệt cho mục đích thử. Trong trường hợp như vậy, m ẫ u th ử phải đại diện cho các t ấ m kính đ ã sản xuất có yêu cầu được chứng nhận. G. 2.2 Mẫu thử hoặc tấm kính nhi ề u lớp phải được đặt trong phòng có nhiệt độ 23 0 C ± 2 0 C í t nhất 4 h. Phép thử phải được tiến hành c à ng sớm càng tốt sau khi mẫu thử được lấy ra khỏi phòng. G. 2.3 Các qui định của phụ lục này được coi như thỏa mãn nếu kính thử có cùng thành phần như kính chắn gió đã được chứng nhận theo các qui định của Phụ lục F hoặc của Phụ lục H , hoặc của Phụ lục K. G. 3 Thử độ bền cơ học bằng bi 227 g G. 3.1 Các chỉ số cản trở của đặc tính phụ Không có đặc tính phụ nào được yêu cầu. G. 3.2 Số lượng mẫu thử Sử dụng 8 mẫu thử phẳng hình vuông có cạnh d à i 300 mm được sản xuất riêng để th ử hoặc được cắt ra từ phần phẳng nhất của t ấ m kính. G. 3.2.1 C ó thể sử dụng tấm kính còn nguyên như khi sử dụng để thử bằng cách sử dụng giá đỡ như mô tả từ C .2.1.1 đến C .2.1.3 Phụ lục C. G. 3.2.2 Nếu mẫu thử bị cong, c ầ n phải gia công giá đỡ sao cho mẫu thử tiếp xúc đủ với giá đỡ. G. 3.3 Phương pháp thử G. 3.3.1 Áp dụng phương pháp quy đ ị nh của C .2.1 Phụ lục C. G. 3.3.2 Độ cao rơi từ mặt dưới của bi đến mặt trên của mẫu thử là mm. G. 3.4 Đánh giá kết quả G. 3.4.1 Phép thử được coi như cho kết quả đạt yêu cầu nếu các điều kiện sau được đáp ứ ng: (a) Bi không được xuyên qua mẫu thử. (b) Lớp kính không được v ỡ thành nhiều mảnh. (c) Tại điểm đối diện với điểm tác động, các mảnh vỡ nhỏ c ó thể bong ra khỏi mẫu thử, nhưng diện tích nhỏ bị bong ra này phải nhỏ hơn 645 mm 2 đối với vật liệu kính đã t ă ng độ bền, bề mặt của nó vẫn phải luôn luôn được bao phủ tốt bằng phần rất nhỏ của kính đư ợ c bám dính ch ặ t. T ổ ng lượng kính tách ra kh ỏ i bề mặt kính đã tăng độ bền không được vượt quá diện tích 1935 mm 2 trên c ả 2 mặt. Sự nứt vỡ bề mặt phía ngoài đối diện với điểm va đập và gần sát vùng tác động không được coi là lỗi. G. 3.4.2 Bộ mẫu thử được coi như đạt yêu cầu thử độ bền cơ học n ế u ít nhất 6 trong 8 mẫu thử cho kết quả đạt yêu cầu. G. 4 Thử tác động của môi trường G. 4.1 Th ử độ bền mà i mòn G. 4.1.1 Các ch ỉ số cản trở và phương pháp thử Áp dụng các yêu cầu quy định trong C.4, Phụ lục C, phép thử được thực hiện tiếp tục với 1000 vòng G. 4.1.2 Đánh giá kết quả Kính an toàn được coi như đạt yêu cầu phép thử độ bền mài mòn nếu như sự khuếch tán ánh s á ng sau khi m ẫ u thử được mài mòn không vượt quá 2 %. G. 4.2 Thử độ chịu nhiệt độ cao Áp dụng các yêu cầu quy định trong C.5, Phụ lục C. G. 4.3 Th ử t í nh ch ố ng bức xạ G. 4.3.1 Yêu cầu chung Phép thử n à y ch ỉ được thực hiện nếu phòng thử nghiệm nhận thấy một cách rõ ràng, qua các thông tin đ ã có, phép thử này là hữu í ch đối với lớp trung gian. G. 4.3.2 Số lượng mẫu thử Áp dụng các quy định của C.6.3, Phụ lục C. G. 4.4 Th ử độ bền chị u ẩ m Áp dụng các quy định của C.7 , Phụ lục C. G. 5 Chất lượng quang học Phải áp dụng các quy định li ê n quan đến hệ số truyền sáng ổn định theo quy định của C.9.1, Phụ lục C cho tấm kính hoặc các ph ầ n của tấm kính đặt ở t ầm nhìn cần thiết của người lái. Phụ lục H (Quy định) Kính chắn gió nhiều lớp được xử lý H.1 Định nghĩa kiểu Kính chắn gió nhiều lớp được xử lý được xem như thuộc về các kiểu khác nhau nếu ch ú ng khác nhau ít nhất một trong các đặc tính chủ yếu hoặc phụ sau: H.1.1 Các đặc tính chủ y ế u H.1.1.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu. H.1.1.2 Hình dạng và kích thước Kính chắn gió nhiều lớp được xử lý được coi là thuộc về nhóm cho mục đích thực hiện th ử độ phân mảnh, độ bền c ơ học và độ bền chịu tác động của m ô i trường. H.1.1.3 S ố lượng các lớp của kính. H.1.1.4 Chiều dày danh nghĩa “e” của kính chắn gió, cho phép dung sai sản xuất ± 0,2 n mm (trong đó n là số lớp của kính chắn gi ó ). H.1.1.5 Có thể xử lý đặc biệt với một hoặc nhiều lớp của kính. H.1.1.6 Chiều dày d anh nghĩa của một hoặc nhiều lớp trung gian. H.1.1.7 Bản chất và loại của một hay các lớp trung gian (ví dụ như bằng PVB hoặc vật liệu dẻo khác). H.1.2 Đặc tính phụ H.1.2.1 B ả n chất của vật liệu (kính phẳng, kính n ổ i, kính tấm mỏng). H.1.2.2 M à u sắc (tất cả hoặc từng phần) của một hoặc các lớp trung gian (không m à u hoặc có m à u). H.1.2.3 Màu của kính (không màu hoặc có màu). H.1.2.4 Sát nhập hoặc cách khác của chất dẫn nhiệt. H.1.2.5 Sát nhập hoặc cách khác của các dải chắn sáng. H.2 Quy định chung H.2.1 Đối với kính chắn gió nhiều lớp được xử lý, phép thử khác với phép thử bằng chuỳ thử trên kính chắn gió hoàn thiện và phép thử chất lượng quang học phải được thực hiện trên mẫu và/hoặc mẫu thử phẳng được chế tạo riêng cho mục đích thử. Trong trường hợp n à y, mẫu thử phải đại diện cho một loạt sản ph ẩ m kính chắn gió có yêu cầu chứng nhận. H.2.2 Trước khi thử, mẫu thử phải được đặt trong phòng có nhiệt độ 23 0 C ± 2 0 C ít nhất 4 h. Phép thử phải được tiến hành càng sớm càng tốt ngay sau khi mẫu thử được lấy ra kh ỏ i phòng. H.3 Các phép thử quy định Kính chắn gió nhiều lớp được xử lý phải được: H.3.1 Thử theo quy định của Phụ lục F đối với kính chắn gió nhiều lớp thông thường. H.3.2 Thử độ phân mảnh theo quy định trong H.4 dưới đây. H.4 Thử độ phân mảnh H.4.1 Các chỉ số cản trở của đặc tính phụ. Vật liệu Ch ỉ s ố cản trở Kính phẳng 2 Kính nổi 1 Kính tấm mỏng 1 H.4.2 S ố lượng mẫu thử hoặc kính thử Sử dụng 1 mẫu thử có kích thước (1100 mm x 500 mm) + 5 - 2 mm hoặc một mẫu kính hoàn thiện để thử cho mỗi điểm va đập. H.4.3 Phương pháp thử Phải áp dụng phương pháp được quy định trong C.1 Phụ lục C. H.4.4 Một hoặc nhiều điểm va đập Đi ể m va đập phải nằm trên bề mặt phía ngo à i được xử lý, tại tâm của mẫu thử hoặc mẫu kính. H.4.5 Đánh giá kết quả H.4.5.1 Mỗi đ iể m va đập trong thử độ phân mảnh được coi như cho kết quả đạt yêu cầu nếu tổng diện tích bề mặt của những mảnh vỡ lớn hơn 2 cm 2 chứa trong hình chữ nhật được xác định trong D .2.3.2. Phụ lục D hoặc chiếm không ít hơn 15 % diện tích của hình chữ nhật trên. H.4.5.1.1 Đối với mẫu của: H.4.5.1.1.1 Đối với xe loại M1, t â m của hình chữ nhật phải nằm trong vòng tròn bán kính 10 cm, có tâm nằm trên hình chiếu của điểm giữa của đoạn V 1 V 2 . H.4.5.1.1.2 Đối với xe loại M và N khác M1 , t â m của hình chữ nhật phải n ằ m trong vòng tròn bán kính 10 cm, có tâm n ằ m trên hình chiếu của điểm 0. H.4.5.1.1.3 Loại máy kéo dùng trong nông nghiệp, l â m nghiệp và xe dùng trong xây dựng, vị trí của vùng nhìn thấy phải được ch ỉ ra trong báo cáo. H.4.5.1.1.4 Chiều cao hình chữ nhật trên có thể giảm xuống 15 cm đối với kính chắn gió có độ cao nhỏ hơn 44 cm hoặc đối với góc lắp đặt của kính chắn gió nhỏ hơn 15 0 so với chiều thẳng đứng. Tầm nhìn của người lái ít nhất bằng 10 % diện tích hình chữ nhật tương ứng. H.4.5.1.2 Đối với mẫu thử, tâm của hình chữ nhật phải nằm tr ê n trục d à i nhất của mẫu thử, cách một trong các mép của nó 450 mm. H.4.5.2 Mẫu thử hoặc mẫu được coi như cho kết quả đạt yêu cầu thử độ phân mảnh nếu như một trong các điều kiện sau được đáp ứng. H.4.5.2.1 Phép thử cho kết quả đạt yêu cầu đối v ớ i từng điểm va đập, hoặc H.4.5.2.2 Phép thử lặp lại trên một bộ 4 mẫu thử mới, thực hiện tại các điểm va đập trên cho kết quả không đạt yêu cầu, nhưng với 4 phép thử mới sau đó tại cùng điểm va đập như t r ê n đều cho kết quả đạt yêu cầu. Phụ lục K (Quy định) Kính an toàn phủ vật liệu dẻo (trên bề mặt phía trong) K.1 Quy định đối với ki ể u kính Các vật liệu kính an toàn, được quy định từ Phụ lục D đến Phụ lục H, nếu phủ ở bề mặt phía trong bằng lớp vật liệu dẻo, không những phải đáp ứng các yêu cầu của phụ lục tương ứng đã đ ượ c tr ì nh b à y ở trên mà còn theo các yêu cầu sau đây: K.2 Thử độ bền mài mòn K.2.1 Các chỉ số cản trở và phương pháp thử Lớp phủ vật liệu dẻo phải được thử 100 vòng tương ứng với các quy định của C.4, Phụ lục C. K.2.2 Đ á nh giá kết quả Lớp ph ủ vật liệu dẻo được coi như cho kết quả đạt yêu cầu thử độ bền mài mòn nếu sự khuếch tán ánh sáng sau mài mòn của mẫu thử không vượt quá 4 %. K.3 Thử tính ch ố ng ẩm K.3.1 Phải thử tính ch ố ng ẩm đối với vật liệu kính an toàn độ bền cao ph ủ vật liệu dẻo. K.3.2 Áp dụng các quy định của C7, Phụ lục C. K.4 Thử độ bền đối với thay đổi nhiệt độ Áp dụng các quy định của C.8, Phụ lục C. K.5 Thử độ chịu lửa Áp dụng các quy định của C.10, Phụ lục C. K.6 Th ử độ bền hóa học Áp dụng các quy định của C .11 , Phụ lục C. Phụ lục L (Quy định) Kính chắn gió thủy tinh - vật liệu dẻo L.1 Định nghĩa kiểu Kính chắn gió thủy tinh-vật liệu dẻo được xem như thuộc về các kiểu khác nhau nếu chúng khác nhau ít nhất một trong các đặc tính chủ yếu hoặc phụ sau đây L.1.1 Các đặc tính chủ yếu L.1.1.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu. L.1.1.2 H ình dạng và kích thước Kính chắn gió thủy tinh - vật liệu dẻo được xem như thuộc về cùng nhóm cho mục đích thử độ b ề n cơ học và th ử tác động của môi trường, độ bền đối với thay đổi nhiệt độ và độ bền hóa học. L.1.1.3 Số lớp vật liệu dẻo L.1.1.4 Chiều dày danh nghĩa “e” của kính chắn gió với dung sai sản xuất cho phép ± 0,2 mm. L.1.1.5 Chiều d à y danh nghĩa của lớp kính. L.1.1.6 Chiều dày danh nghĩa của lớp vật liệu dẻo được sử dụng như lớp trung gian. L.1.1.7 B ả n chất và loại của lớp vật liệu dẻo dùng như lớp trung gian (VÍ DỤ: như PVB hoặc vật liệu dẻo khác) và của lớp vật liệu dẻo ở bề mặt ph í a trong. L.1.1.8 C ó thể thực hiện xử lý đặc biệt trên tấm kính. L.1.2 Đặc tính phụ L.1.2.1 B ả n chất của vật liệu (Kính phẳng, kính nổi , kính tấm mỏng). L.1.2.2 M à u (tất cả hoặc từng phần) của lớp vật liệu dẻo (không m à u hoặc có m à u). L.1.2.3 M à u của kính (không m à u hoặc có m à u). L.1.2.4 Sát nhập hoặc cách khác của chất dẫn nhiệt. L.1.2.5 Sát nhập hoặc cách khác của các dải chắn sáng. L.2 Quy định chung L.2.1 Đối với kính chắn gió thủy tinh - vật liệu dẻo, phép thử khác với thử bằng chuỳ thử (xem L.3.2 dưới) và th ử chất lượng quang học được thực hiện trên mẫu thử phẳng cắt ra từ kính chắn gió hoặc được chế tạo riêng cho mục đ í ch thử. Trong trường hợp này, mẫu thử phải đại diện cho loạt sản phẩm kính chắn gió có yêu cầu chứng nhận. L.2.2 Trước mỗi lần thử, mẫu thử phải được đặt trong phòng có nhiệt độ 23 ± 2 0 C ít nhất 4 h. Phép thử phải được tiến hành càng sớm càng tốt ngay sau khi lấy mẫu thử ra kh ỏ i phòng. L.3 Th ử bằng chuỳ th ử L.3.1 Chỉ số cản trở của đặc tính phụ Không có đặc tính phụ nào được yêu cầu. L.3.2 Th ử b ằ ng chuỳ thử tr ê n kính chắn gió hoàn thiện. L.3.2.1 S ố lượng mẫu thử Phải th ử 4 mẫu trong nhóm có bề mặt khai triển nhỏ nhất và 4 mẫu trong nhóm có bề mặt khai triển lớn nhất, theo quy định của phụ lục P . L.3.2.2 Phương pháp thử L.3.2.2.1 Áp dụng phương pháp thử quy định trong C.3.1, Phụ lục C. L.3.2.2.2 Độ cao rơi là 1,5 m mm. L.3.2.3 Đánh giá kết quả L.3.2.3.1 Phép thử được cho k ế t qu ả đạt yêu cầu, nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: L.3.2.3.1.1 Mẫu thử rạn nứt thành nhiều hình tròn tâm nằm gần điểm va đập, khoảng cách từ điểm va đ ậ p đến các mảnh rạn nứt gần nhất không lớn hơn 80 mm. L.3.2.3.1.2 Lớp kính vẫn c ò n dí nh vào lớp trung gian làm bằng vật liệu dẻo. Cho phép có một hoặc nhiều phân tách cục bộ khỏi lớp trung gian với khe h ở của phân tách cục bộ nhỏ hơn 4 mm, ở c ả hai b ê n c ủ a rạn nứt, bên ngoài vòng tròn đường kính 60 mm, tâm tại điểm va đập. L.3.2.3.1.3 Cho phép có vết rách dài 35 mm trên lớp trung gian, ở phía va đập. L.3.2.3.2 Một bộ mẫu thử được coi như đạt y ê u cầu thử bằng chuỳ th ử nếu tất cả các phép thử cho kết quả đạt yêu cầu. L.4 Thử độ bền cơ học L.4.1 Chỉ số cản trở, phương pháp thử và đánh gi á kết quả Áp dụng các quy định của F.4, Phụ lục F. L.4.2 Không áp dụng yêu cầu thứ 3 của F.4.3.4.1, Phụ lục F. L.5 Th ử tác động của môi trường L.5.1 Thử độ bền chịu mài mòn L.5.1.1 Thử độ bền chịu mài mòn trên bề mặt phía ngoài. L.5.1.1.1 Áp dụng các quy định trong F.5.1, Phụ lục F. L.5.1.2 Thử độ bền chịu mài mòn trên bề mặt phía trong L.5.1.2.1 Áp dụng các quy định của K.2, Phụ lục K. L.5.2 Thử độ chịu nhiệt độ cao Áp dụng các quy định của C.5, Phụ lục C. L.5.3 Th ử độ bền phát xạ Áp d ụ ng các quy định trong C.6.3, Phụ lục C. L.5.4 Thử tính ch ố ng ẩm Á p dụng các quy định của C.7, Phụ lục C. L.5.5 Thử độ bền đối với thay đổi nhiệt độ Áp dụng các quy định của C.8, Phụ lục C. L.6 Chất lư ợ ng quang học Áp dụng quy định liên quan đến chất lượng quang học cho trong C.9, Phụ lục C cho mỗi l oại kính chắn gió. L.7 Thử độ chịu lửa Áp dụng các quy đ ị nh của C.10, Phụ lục C. L.8 Th ử độ bền hóa học Áp dụng các quy định của C .11 , Phụ lục C. Phụ lục M (Quy định) Kính thủy tinh - vật liệu dẻo M.1 Định nghĩa kiểu Các tấm kính thủy tinh vật liệu dẻo được xem như thuộc về các kiểu khác nhau nếu chúng khác nhau ít nhất một trong các đặc tính chủ yếu hoặc phụ sau: M.1.1 Các đặc tính chủ yếu M.1.1.1 Tên thương mại hoặc nh ã n hiệu. M.1.1.2 Phân loại chiều dày theo chiều dày danh nghĩa “e”, dung sai chế tạo cho phép ± 0,2 mm như sau: Lo ạ i 1 e ≤ 3,5 mm Loại 2 3,5 mm < e=""> ≤ 4,5 mm Loại 3 e > 4,5 mm M.1.1.3 Chiều dày danh nghĩa của l ớ p (hoặc các l ớ p) vật liệu dẻo được dùng như lớp trung gian. M.1.1.4 Chiều dày danh nghĩa của tấm kính M.1.1.5 Loại của lớp (hoặc các lớp) vật liệu dẻo dùng như lớp trung gian (V Í DỤ: như PVB hay vật liệu khác) và của lớp vật liệu dẻo trên bề mặt phía trong. M.1.1.6 Có thể có một vài x ử lý đặc biệt với lớp kính. M.1.2 Các đ ặc t í nh phụ M.1.2.1 Bản chất của vật liệu (kính ph ẳ ng, kính nổi, kính tấm mỏng). M.1.2.2 M à u sắc (tất cả hoặc từng phần) của các lớp vật liệu dẻo (không m à u hoặc có m à u). M.1.2.3 M à u sắc của kính (không m à u hoặc có m à u). M.1.2.4 Sát nh ậ p hoặc cách khác của các dải chắn sáng. M.2 Quy định chung M.2.1 Đối với các tấm kính th ủy tinh-vật liệu dẻo, phải thực hiện phép thử trên mẫu thử ph ẳ ng cắt ra t ừ tấm kính thông t hư ờ ng hoặc được chế tạo riêng cho mục đ í ch thử nghiệm. Trong trường hợp này , mẫu thử phải đ ạ i d iện cho loạt sản phẩm kính được sản xu ấ t có yêu cầu chứng nhận. M.2.2 Trước khi th ử , mẫu thử ph ả i được đặt trong phòng có nhiệt độ 23 0 C ± 2 0 C ít nhất 4 h. Phải thực hiện phép thử càng sớm càng tốt ngay sau khi mẫu thử được lấy ra khỏi phòng. M.2.3 Các qui định của phụ lục này phải được xem như thỏa m ã n nếu t ấ m kính thử c ó cùng th à nh phần cấu tạo như kính chắn gió được chứng nhận theo quy định của Phụ lục L. M.3 Thử độ bền cơ học bằng bi 227 g Áp dụng các quy định trong G.3, Phụ lục G. M.3.2 Không áp dụng các quy định trong G.4.4.1.2, Phụ lục G. M.4 Thử tác động của môi trường M.4.1 Thử độ bền mài mòn M.4.1.1 Thử độ bền mài mòn trên b ề mặt phía ngoài Áp dụng các quy định trong G.5.1, Phụ lục G. M.4.1.2 Thử độ bền mài mòn trên mặt trong Áp dụng các quy định trong G.2.1, Phụ lục G. M.4.2 Th ử độ bền nhiệt độ cao Áp dụng các quy định trong C.5, Phụ lục C. M.4.3 Thử tính chống bức xạ Áp dụng các quy định trong C.6.3, Phụ lục C. M.4.4 Th ử tính ch ố ng ẩ m Áp dụng các quy đ ị nh trong C.7, Phụ lục C. M.4.5 Th ử độ bền đối với sự thay đổi nhiệt độ Áp dụng các quy định trong C.8, Phụ lục C. M.5 Chất l ượ ng quang học Áp dụng các quy định v ề thử hệ số truyền sáng ổn định cho trong C.9.1, Phụ lục C đối với các tấm kính hoặc các phần của tấm kính n ằ m trong tầm nhìn của người lái xe. M.6 Th ử độ chịu lửa Á p dụng các quy định trong C.10, Phụ lục C. M.7 Thử độ bền hóa học Áp dụng các quy định trong C.11, Phụ lục C. Phụ lục N (Quy định) Kính ghép N.1 Xác định kiểu Các tấm kính ghép phải được xem như thuộc về các kiểu khác nhau nếu chúng khác nhau ít nhất một trong các đặc tính chủ yếu hoặc phụ sau đây: N.1.1 Các đặc tính chủ yếu N.1.1.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu. N.1.1.2 Số lượng của các tấm kính thành phần N.1.1.3 Thành phần cấu tạo của kính ghép (đ ố i xứng hay không đối xứng). N.1.1.4 Loại của mỗi tấm kính thành phần được quy định ở E.1 của Phụ lục E, hoặc G.1 của Phụ lục G hoặc M.1 của Phụ lục M. N.1.1.5 Chiều rộng danh nghĩa của khe h ở (các khe h ở ) giữa các tấm kính. N.1.1.6 Loại làm kín. N.1.2 Các đặc tính phụ N.1.2.1 Các đặc tính phụ của mỗi tấm kính thành phần được quy định trong E.1.2 của Phụ lục E, G. 1.2 của Phụ lục G hoặc M.1.2 của Phụ lục M. N.2 Quy định chung N.2.1 Mỗi một tấm kính thành phần của kính ghép cũng phải được chứng nhận kiểu theo các yêu cầu qui định trong các phụ lục liên quan của tiêu chuẩn này (Phụ lục E, Phụ lục G hoặc Phụ lục M). N.2.2 Phép thử thực hiện trên kính ghép có một hoặc nhiều khe h ở với chiều rộng danh nghĩa “e 1 ” (... “ e n ”) của khe hở phải được áp dụng cho tất cả các kính ghép có cùng đặc tính và chiều rộng danh nghĩa “e 1 ” ± 3 mm (... “ e n ” ± 3 mm). Tuy nhiên, tài liệu kỹ thuật và mẫu thử phải bao g ồ m cả loại kính có khe hở lớn nhất và loại kính có khe hở nhỏ nhất. N.2.3 Đối với kính ghép có ít nhất một tấm kính nhiều lớp hoặc một tấm kính thủy tinh-vật liệu dẻo, mẫu thử phải được đặt t r ong phòng có nhiệt độ 23 0 C ± 2 0 C ít nhất 4 h. Phép thử phải được tiến hành c à ng sớm càng tốt ngay sau khi mẫu thử được lấy ra khỏi phòng. N.3 Thử bằng chuỳ thử N.3.1 Các ch ỉ số cản tr ở của đặc tính phụ Không có đặc tính phụ nào được yêu cầu. N.3.2 S ố lượng mẫu thử Ph ả i thử sáu mẫu thử phẳng có kích thước (1100 mm x 500 mm) mm cho mỗi loại chiều d à y của tấm kính thành phần và mỗi loại chiều rộng khe hở theo định nghĩa trong N.1.1.4. N.3.3 Phương pháp th ử N.3.3.1 Á p dụng các phương pháp thử được quy định trong C.3.1, Phụ lục C. N.3.3.2 Độ cao r ơ i là 1,50 m mm. N.3.3.3 Đối với kính ghép không đối xứng, phải thực hiện 3 lần thử trên một mặt và 3 lần trên mặt còn lại. N.3.4 Đánh giá k ế t quả N.3.4.1 Kính ghép bao gồm các tấm kính độ bền cao đồng nhất Phép thử cho kết quả đạt yêu cầu nếu tất cả các tấm kính thành phần đều vỡ. N.3.4.2 Kính ghép bao gồm các tấm kính nhiều lớp và/hoặc tấm kính thủy tinh-vật liệu dẻo. Phép thử cho kết quả đạt yêu cầu nếu các điều kiện sau đây được th ỏ a m ã n: N.3.4.2.1 Các tấm kính thành phần của mẫu thử cong oằn và vỡ, với các mảnh v ỡ tạo thành nhiều hình tròn, có tâm nằm sát điểm va đập. N.3.4.2.2 Cho phép có vết rách ở lớp trung gian nhưng đầu chuỳ không được xuyên qua mẫu thử. N.3.4.2.3 Không có mảnh vỡ lớn của kính tách ra kh ỏ i lớp trung gian. N.3.4.3 Kính ghép bao gồm ít nhất một tấm kính độ bền cao đồng nhất và kính ghép bao gồm ít nhất một tấm kính nhiều lớp hoặc kính thủy tinh - vật liệu dẻo không phải kính chắn gió: N.3.4.3.1 Kính độ bền cao đồng nhất bị v ỡ . N.3.4.3.2 Kính nhiều lớp hoặc kính thủy tinh-vật liệu dẻo cong oằn và vỡ, với các mảnh vỡ tạo thành các hình tròn, có tâm nằm gần sát điểm va đập. N.3.4.3.3 Cho phép có vết rách ở lớp trung gian nhưng đầu chuỳ không được xuy ê n qua được mẫu thử. N.3.4.3.4 Kh ô ng được có mảnh vỡ lớn nào của kính tách ra khỏi lớp trung gian. N.3.4.4 Bộ mẫu thử đạt yêu cầu của ph é p thử va đập bằng chùy thử nếu tất cả các phép thử cho kết quả đạt yêu cầu. N.4 Ch ấ t lượng quang học Phải áp dụng các quy định liên quan đến hệ số truyền s á ng ổn định trong C.9.1, Phụ lục C cho các kính ghép hoặc các phần của kính ghép n ằ m trong tầm nhìn của lái xe. Phụ lục P (Quy định) Phân nhóm kính chắn gió cho thử chứng nhận P.1 Các đặc trưng của kính chắn gió dùng đ ể phân nhóm: P .1.1 Bề mặt khai triển P .1.2 Chiều cao phân đoạn P .1.3 Độ cong P.2 Phân nhóm theo độ dày P.3 Phân nhóm theo diện tích của bề mặt khai triển Phải lựa chọn và đánh số 5 nhóm có bề mặt khai triển lớn nhất và 5 nhóm có bề mặt khai triển nhỏ nhất như sau: 1 - lớn nh ấ t 1 1 - nhỏ nhất 2 - lớn nhất sau 1 2 - nhỏ nhất sau 1 3 - lớn nhất sau 2 3 - nhỏ nhất sau 2 4 - lớn nhất sau 3 4 - nhỏ nhất sau 3 5 - lớn nhất sau 4 5 - nhỏ nhất sau 4 P.4 Phải ch ỉ rõ chiều cao phân đoạn của mỗi một b ề mặt khai triển của 2 nhóm quy định trong P.3 trên như dưới đây: 1 cho chiều cao phân đoạn lớn nhất 2 cho chiều cao phân đoạn lớn nhất tiếp theo 1 3 cho chiều cao phân đoạn lớn nhất tiếp theo 2 v.v... P.5 Phải ch ỉ rõ độ cong của mỗi một bề mặt khai triển của 2 nhóm quy định trong P.3 trên như sau: 1 cho độ cong nhỏ nhất 2 cho độ cong nhỏ nhất tiếp theo 1 3 cho độ cong nhỏ nhất tiếp theo 2 v.v... P.6 Số lượng ấn định cho mỗi kính chắn gió trong 2 nh ó m quy định trong P.3 trên phải bổ sung lẫn nhau. P .6.1 Phải thực hiện đủ các phép thử đã quy định tại một trong các Phụ lục D, F, H, K và L cho kính chắn gió n ằ m trong nhóm có 5 bề mặt khai triển lớn nhất mà tổng các bề mặt là nhỏ nhất và cho kính chắn gió n ằ m trong nhóm có 5 bề mặt khai triển nhỏ nhất mà tổng các bề mặt là nhỏ nhất. P .6.2 Phải thử chất lượng quang học theo quy định trong C.9. Phụ lục C đối với các kính chắn gió khác của cùng một đợt sản xuất. P.7 Một số ít kính chắn gió c ó sự khác nhau rõ ràng về các thông số hình dạng và/hoặc độ cong so nằm ngoài nhóm được lựa chọn ch ỉ phải th ử nếu phòng thử nghiệm nhận thấy r ằ ng những thông số này có thể có các tác động tr á i ngược nhau một cách rõ ràng. P.8 Các giới hạn của nhóm được định nghĩa bằng bề mặt khai triển của kính chắn gió. Nếu kính cần chứng nhận có bề mặt khai triển nằm ngo à i giới hạn đã chứng nhận và/hoặc có chiều cao phân đoạn lớn hơn đáng kể hoặc độ cong nhỏ hơn đáng kể th ì nó ph ả i được coi như là một loại m ớ i và ph ả i được thử bổ sung nếu phòng thử nghiệm nhận thấy; dựa trên thông tin đã có về các sản ph ẩ m và vật liệu được sử dụng: các phép thử này là cần thiết về mặt kỹ thuật. P.9 Các loại kính chắn gió khác do nhà máy, đã có chứng nhận kiểu theo loại chiều dày, sản xuất sau đó th ì : P.9.1 Phải chắc chắn rằng loại đó thuộc một trong 2 nhóm quy định theo P.3 trên. P.9.2 Phải được thực hiện lại việc đánh số theo thứ tự được quy định tại P.3, P.4 và P.5 trên. P.9.3 Nếu tổng của các số lượng ấ n định cho kính chắn gió tạo thành nhóm mới nằm trong một trong hai nhóm quy định theo P.3 trên: P.9.3.1 Là loại nhỏ nhất, các phép thử sau đây phải được thực hiện P.9.3.1.1 Cho kính chắn gió độ bền cao. P.9.3.1.1.1 Thử độ phân mảnh. P.9.3.1.1.2 Thử b ằ ng chuỳ thử. P.9.3.1.1.3 Thử độ méo quang học. P.9.3.1.1.4 Th ử độ tách rời hình ảnh thứ c ấ p. P.9.3.1.1.5 Th ử hệ s ố truyền sáng ổ n định. P.9.3.1.2 Cho kính chắn gió nhiều lớp thông thường hoặc kính chắn gió thủy tinh-vật liệu dẻo. P.9.3.1.2.1 Thử b ằ ng chuỳ thử. P.9.3.1.2.2 Thử độ méo quang học P.9.3.1.2.3 Thử độ tách rời hình ả nh thứ cấp P.9.3.1.2.4 Thử hệ số truyền sáng. P.9.3.1.3 Cho kính chắn gió nhiều lớp đã xử lý, thực hiện các phép thử được quy định trong P.9.3.1.1.1, P.9.3.1.1.2 và P.9.3.1.2 trên. P.9.3.1.4 Cho kính chắn gió phủ vật liệu dẻo, thực hiện các phép thử được quy định trong P.9.3.1.1, hoặc P.9.3.1.2, tùy theo từng trường hợp. P.9.3.2 Nếu không phải là loại nhỏ nhất, chỉ thực hiện các phép thử chất lượng quang học theo quy định trong C.9, Phụ lục C. Phụ lục Q (Quy định) Kính vật liệu dẻo không thể uốn Q.1 Định nghĩa kiểu loại Kính vật liệu dẻo không thể uốn được coi như thuộc ki ể u loại khác nhau n ế u chúng khác nhau ít nhất ở một trong các đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ sau đ â y. Q.1.1 Đặc tính chủ yếu Q.1.1.1 Tên thương mại hoặc nh ã n hiệu Q.1.1.2 Loại hóa chất sử dụng làm vật liệu Q.1.1.3 Phân loại vật liệu của nhà sản xuất Q.1.1.4 Quy trình sản xuất Q.1.1.5 Hình dạng và kích thước Q.1.1.6 Độ dày danh nghĩa. Đối với các sản ph ẩ m vật liệu dẻo sản xuất bằng phương pháp ép đùn, dung sai độ dày cho phép là ± 10 % của độ d à y d anh định. Đối với các sản phẩm vật liệu dẻo s ả n xuất b ằ ng công nghệ khác (v í dụ đúc t ấ m acrylic), dung sai cho phép là ± (0,4 + 0,1e) trong đ ó e là độ d à y của tấm sản phẩm t í nh b ằ ng mm. Tham khảo tiêu chuẩn ISO 7823-1. Q.1.1.7 Màu của sản phẩm v ậ t liệu dẻo. Q.1.1.8 Bản chất của lớp phủ bề mặt. Q.1.2 Đặc tính phụ Có hoặc không có chất dẫn (điện hoặc nhiệt) hoặc các bộ ph ậ n đốt nóng. Q.2 Qui định chung Q.2.1 Đối với kính vật liệu dẻo không thể uốn, phép thử được tiến hành trên các mẫu thử phẳng đại diện cho kính sản phẩm hoặc các phần hoàn chỉnh. Tất cả các phép đo quang học phải được thực hiện trên phần kính sản phẩm. Q.2.2 Các mẫu thử phải được loại bỏ hết các lớp bảo vệ và phải được l à m sạch cẩn thận trước khi th ử . Q.2.2.1 Chúng phải được đặt trong phòng có nhiệt độ 23 0 C + 2 0 C và độ ẩ m 50 % ± 5 % ít nhất 48 h. Q.2.3 Để xác định rõ được trạng thái phá hủy theo ứng su ấ t động lực, các loại kính sẽ được chế t ạ o tùy thuộc vào ứng dụng của các loại vật liệu dẻo. Các loại kính này liên quan đến khả năng tiếp xúc của đầu người với kính vật liệu dẻo và chúng có chứa các yêu cầu khác liên quan đến phép thử bằng chùy th ử . Q.3 Th ử uốn Q.3.1 Ch ỉ số cản trở của các đặc tính phụ Không có đặc tính phụ nào liên quan Q.3.2 Số lượng mẫu thử Sử dụng 1 mẫu thử ph ẳ ng có kích thước 300 x 25 mm. Q.3.3 Phương pháp thử Áp dụng phương pháp thử như mô t ả trong C.12, Phụ lục C. Q.3.4 Đánh giá kết quả M ẫ u thử hoặc mẫu được coi là loại không thể uốn khi độ biến dạng theo phương th ẳ ng đứng của mẫu thử ≤ 50 mm sau 60 s. Q.4 Thử bằng chùy thử Q.4.1 Chỉ số cản trở của các đặc tính phụ Không có đặc tính phụ nào liên quan Q.4.2 Số lượng mẫu thử Sử dụng 6 mẫu thử phẳng có kích thước (1170 x 570 mm) hoặc 6 phần hoàn thiện Q.4.3 Phương pháp thử Q.4.3.1 Áp dụng phương pháp thử qui định trong C.3.2, Phụ lục C. Q.4.3.2 Đối v ớ i các tấm kính sử dụng làm vách ngăn và cửa sổ riêng biệt có khả năng bị va đập cao (loại kính ký hiệu là VIIl/A) thì độ cao rơi là 3 m và phải đo được giá trị HIC Q.4.3.3 Đối với các t ấ m kính sử dụng làm cửa sổ bên cạnh, phía sau và cửa sổ trên nóc có khả năng chịu va đập thấp hơn (loại kính ký hiệu là Vlll/B) th ì độ cao rơi là 1,5 m và phải đo được giá trị HIC. Q.4.3.4 Đối với các tấm kính không có khả năng bị va đập như các cửa sổ nhỏ trên xe và các cửa sổ trên rơ moóc (loại kính ký hiệu là VIIl/C) th ì không phải áp dụng phép th ử bằng chùy thử. Cửa sổ nhỏ là c ử a sổ không chứa được vòng tròn có đường kính 150 mm. Q.4.4 Đánh giá kết quả Phép thử cho kết quả đạt yêu cầu nếu thỏa mãn các điều kiện sau: Q.4.4.1 M ẫ u th ử không bị xuy ê n thủng hoặc không bị vỡ thành các mảnh rời lớn. Q.4.4.2 Gi á trị HIC nhỏ hơn 1000. Q.4.4.3 Bộ mẫu thử thỏa mãn yêu cầu thử bằng chùy n ế u thỏa mãn một trong các điều kiện sau: Q.4.4.3.1 Các phép thử cho kết quả đạt yêu cầu. Q.4.4.3.2 Một phép thử không đạt yêu cầu, nhưng các phép thử đối với bộ mẫu thử mới cho kết quả đạt yêu cầu. Q.5 Thử độ bền cơ học bằng bi 227 g Q.5.1 Ch ỉ s ố cản trở của các đặc tính phụ 1) Không có ch ấ t dẫn (nhiệt hoặc điện) và bộ phận sấy. 2) Có chất dẫn (nhiệt hoặc điện) và bộ phận sấy. Q.5.2 S ố lượng mẫu thử Sử dụng 10 mẫu thử phẳng hình vuông có kích thước cạnh 300 mm hoặc 10 kính mẫu hoàn thiện. Q.5.3 Ph ươn g pháp th ử Q.5.3.1 Á p dụng phương pháp thử như mô tả trong C .2.1, Phụ lục C. Q.5.3.2 Độ cao rơi đối với các độ dày khác nhau được chỉ ra trong Bảng P .13 dưới đây: B ả ng P.13 - Độ cao rơi theo độ dày Độ dày (mm) Độ cao rơi (m) <> 2 4 3 5 4 > 6 5 Đối với các giá trị trung gian của độ dày mẫu thử nằm giữa 3 mm v à 6 mm, độ cao rơi xác định bằng nội suy. Q. 5 .4 Đánh g i á kết quả Q.5.4.1 Phép thử cho kết quả đạt yêu cầu nếu thỏa mãn các điều kiện sau: a) Bi không xuyên thủng mẫu thử b) M ẫ u thử không bị vỡ thành các mảnh rời nhau Tùy theo kết quả thử va đập, Cho phép có các vết rạn nứt, v ỡ trong mẫu thử. Q.5.4.2 Bộ mẫu thử coi như đạt yêu cầu thử bằng bi 227 g nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau : Q.5.4.2.1 N ế u 8 hoặc nhi ề u hơn các phép thử riêng biệt có kết quả đạt yêu cầu với độ cao rơi quy định . Q.5.4.2.2 N ế u 3 hoặc nhiều hơn các phép thử riêng biệt có kết quả không đạt yêu cầu, nhưng các phép thử trên bộ mẫu mới cho kết quả đạt yêu cầu. Q.5.5 Phép thử bằng bi 227 g ở nhiệt độ âm 18 0 C ± 2 0 C Q.5.5.1 Hạn chế tối đa sự thay đổi nhiệt độ của mẫu thử, phép thử phải được thực hiện trong vòng 30 s từ khi lấy mẫu ra khỏi phòng có nhiệt độ trên. Q.5.5.2 Phương pháp thử được cho trong P .5.3 của phụ lục n à y, với nhiệt độ thử là âm 18 0 C ± 2 0 C. Q.5.5.3 Đánh giá kết quả thử nghiệm như cho trong P .5.4 của phụ lục này. Q.6 Thử tác động của môi trường Q.6.1 Thử độ bền mài mòn Q.6.1.1 Các chỉ số cản trở và phương pháp thử Áp dụng các y ê u cầu tại C.4, Phụ lục C; thực hiện phép thử tại 1000, 500 và 100 vòng để đo mức độ mài mòn bề mặt của sản phẩm. Q.6.1.2 Sử dụng 3 mẫu thử vuông phẳng có cạnh d à i 100 mm cho mỗi loại bề mặt. Q.6.1.3 Đánh gi á kết quả Q.6.1.3.1 Đối với kính cho xe loại L, phép thử m à i mòn cho kết quả đạt yêu cầu nếu tổng độ khuếch tán á nh sáng không vượt quá 2 % sau 1000 vòng đối với mặt ngoài mẫu thử và 4 % sau 100 vòng đối v ớ i mặt trong mẫu thử. Q.6.1.3.2 Đối với kính cho xe loại M, phép thử m à i mòn cho kết quả đạt yêu cầu nếu tổng độ khuếch tán ánh sáng không vượt qu á 10 % sau 500 vòng đối với mặt ngoài mẫu thử và 4 % sau 100 vòng đối với mặt trong mẫu thử. Q.6.1.3.3 Đối v ớ i cửa sổ trên nóc, không yêu cầu thử mài mòn. Q.6.1.4 Bộ mẫu thử đạt yêu cầu thử nghiệm nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau: a) Tất cả các mẫu th ỏ a mãn yêu cầu hoặc b) Một mẫu không đạt, thực hiện lại phép thử trên một bộ mẫu mới cho kết quả đạt yêu cầu. Q.6.2 Thử độ bền với thời tiết mô ph ỏ ng Q.6.2.1 Ch ỉ s ố cản trở v à phương pháp thử Theo qui định tại C.6.4, Phụ lục C, tổng lượng bức xạ cực tím do đèn xê nông hồ quang sinh ra phải là 500 MJ/m 2 . Trong quá trình bức xạ, mẫu thử phải tiếp xúc với bụi nước theo các chu kỳ liên tục. Trong một chu kỳ 120 min, mẫu thử được phơi sáng 102 min không có bụi nước và 18 min có bụi nước. Q.6.2.1.1 Cho phép sử dụng phương pháp thử khác nếu cho kết quả tương đư ơn g. Q.6.2.2 Số lượng mẫu thử. Sử dụng ba mẫu thử phẳng có kích thước 130 mm x 40 mm cắt ra từ mẫu kính phẳng. Q.6.2.3 Đánh giá kết quả Q.6.2.3.1 Phép thử độ bền với thời tiết mô phỏng cho kết quả đạt yêu cầu nếu: Q.6.2.3.1.1 Hệ số truyền sáng đo theo qui định trong C.9.1, Phụ lục C không thấp hơn 95 % giá trị đo được trước khi thử. Ngoài ra, đối với các cửa sổ yêu cầu tầm nhìn của lái xe, giá trị này không thấp hơn 70 %. Q.6.2.3.1.2 Không có bọt khí hoặc các thay đổi nhìn thấy được như khuyết tật, đổi màu, trắng đục hoặc vết nứt sinh ra trong quá trình th ử . Q.6.2.4 Bộ mẫu thử đạt y ê u cầu về thử độ bền với thời tiết mô phỏng nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau: Q.6.2.4.1 Tất cả các mẫu thử thỏa mãn yêu cầu. Q.6.2.4.2 Một mẫu không đạt, các phép thử thực hiện lại trên bộ mẫu mới cho kết quả đạt yêu cầu. Q.6.3 Th ử cắt ngang Q.6.3.1 Chỉ s ố cản trở và phương pháp thử Theo qui định tại C.13, Phụ lục C, chỉ áp dụng cho sản phẩm kính không thể uốn có lớp ph ủ . Q.6.3.2 Thực hiện phép thử cắt ngang trên một trong các mẫu thử tại P .6.2 trên. Q.6.3.3 Đánh giá kết quả Q.6.3.3.1 Phép thử cắt ngang cho kết quả đạt yêu cầu nếu: Đạt được giá trị thử cắt ngang là Gt1. Q.6.3.3.2 Mẫu thử cắt ngang đạt yêu cầu phép thử nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau: Q.6.3.3.2.1 Phép thử đạt yêu cầu. Q.6.3.3.2.2 Một phép thử không đạt, thực hiện lại phép thử trên một mẫu khác trong s ố m ẫ u còn lại của P .6.2 cho kết quả đạt yêu cầu. Q.6.4 Thử tính chống ẩ m Q.6.4.1 Chỉ s ố cản trở và phương pháp thử Áp dụng các yêu cầu tại C.7, Phụ lục C. Q.6.4.2 Thực hiện phép thử trên 10 mẫu thử vuông cạnh 300 mm. Q.6.4.3 Đánh giá kết quả Q.6.4.3.1 Phép thử t í nh chống ẩ m cho kết quả đạt yêu cầu nếu: Q.6.4.3.1.1 Không nhìn thấy các khuyết tật như bọt khí hoặc mờ đục xuất hiện trên bất cứ mẫu thử n à o. Q.6.4.3.1.2 Hệ số truyền sáng đo theo phương pháp qui định tại C.9.1, Phụ lục C không nhỏ hơn 95 % của giá trị đo được trước khi thử và không được nhỏ hơn 70 % đối với các cửa sổ yêu cầu tầm nhìn của người l á i. Q.6.4.4 Sau khi thử, các mẫu thử được đặt trong phòng có nhiệt độ 23 0 C ± 2 0 C và độ ẩ m tương đối là 50 % ± 5 % ít nhất 48 h, sau đó các mẫu thử này dùng để thử bi 227 g như mô t ả trong P.5 của Phụ lục này. Q.7 Chất lượng quang học Áp dụng yêu cầu tại C.9.1, Phụ lục C cho các sản phẩm cần thiết cho người lái xe quan sát. Q.7.1 Đánh giá kết quả Một bộ mẫu đạt yêu cầu nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau: Q.7.1.1 Tất cả các mẫu thử đạt y ê u cầu Q.7.1.2 Một mẫu không đạt yêu cầu nhưng bộ mẫu mới cho kết quả thử đạt yêu cầu. Q.8 Thử t í nh chịu lửa Q.8.1 Ch ỉ s ố cản tr ở v à phương pháp thử Áp dụng yêu cầu tại C.10, Phụ lục C. Q.8.2 Đánh giá kết quả Bộ mẫu thử tính chịu lửa đạt yêu cầu nếu tốc độ cháy nhỏ hơn 110 mm/min. Q.8.2.1 Tất cả các mẫu thử đạt yêu cầu nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau: Q.8.2.1.1 Tất cả các mẫu thử đều đạt yêu cầu Q.8.2.1.2 Một mẫu không đạt yêu cầu nhưng bộ mẫu mới cho kết quả thử đạt yêu cầu. Q.9 Thử độ bền hóa học Q.9.1 Chỉ số cản trở và phương pháp th ử Áp dụng yêu cầu tại C .11, Phụ lục C. Q.9.2 Đánh giá kết quả Bộ mẫu thử đạt yêu cầu nếu thỏa m ã n một trong các điều kiện sau: Q.9.2.1 T ấ t c ả các mẫu thử đều đạt yêu cầu Q.9.2.2 Một mẫu không đạt yêu cầu nhưng bộ mẫu thử mới cho kết quả đạt y ê u cầu. Phụ lục R (Quy định) Kính vật liệu dẻo có thể uốn được R.1 Định nghĩa kiểu loại Kính vật liệu d ẻ o có thể uốn được coi như thuộc loại khác nhau n ế u nó có sự khác nhau í t nhất một trong các đặc tính chủ yếu v à đặc tính phụ sau đây R.1.1 Đặc tính chủ yếu R.1.1.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu R.1.1.2 Loại h ó a chất được sử dụng l à m vật liệu R.1.1.3 Phân loại vật liệu của nhà sản xuất R.1.1.4 Quy trình s ả n xuất R.1.1.5 Độ dày danh định e, dung sai s ả n xu ấ t cho phép: ± (0,1 mm + 0,1 e); d > 0,1 mm. R.1.1.6 Màu của s ả n phẩm vật liệu dẻo R.1.1.7 Bản chất của lớp phủ bề mặt R.1.2 Đặc tính phụ R.1.2.1 Không có đặc tính phụ liên quan R.2 Qui định chung R.2.1 Đối với kính vật liệu dẻo có thể uốn được, phép thử được tiến hành trên các mẫu thử phẳng được cắt ra từ sản phẩm kính hoặc từ các mẫu thử được sản xuất ri ê ng cho mục đ í ch thử. Trong cả hai trường hợp , mẫu thử phải đại diện cho các sản phẩm kính được đề nghị chứng nhận. R.2.2 Các mẫu thử phải được loại bỏ các lớp bảo vệ và làm sạch cẩn thận trước khi thử. R.2.2.1 Chúng phải được giữ trong buồng có nhiệt độ 23 0 C ± 2 0 C và độ ẩm xung quanh 50 % ± 5 % ít nhất 48 h. R.3 Thử uốn và thử gấp R.3.1 Ch ỉ s ố cản trở của các đặc tính phụ Không có đặc tính phụ nào liên quan R.3.2 Số lượng mẫu thử Sử dụng 1 mẫu thử phẳng có kích thước 300 mm x 25 mm. R.3.3 Phương pháp thử Áp dụng phương pháp thử như mô tả trong C.12, Phụ lục C. R.3.4 Đánh giá kết quả M ẫ u thử hoặc mẫu là loại có thể uốn được khi mức độ biến dạng theo phương thẳng đứng của mẫu thử phải > 50 mm sau 60 s. Sau 10 s gấp 180 0 , tại điểm gấp vật liệu không có biểu hiện nứt gãy hoặc phá hủy. R.4 Thử độ bền cơ học R.4.1 Ch ỉ số cản trở của các đặc tính phụ Không có đặc tính ph ụ nào liên quan R.4.2 Thử bằng bi 227 g ở nhiệt độ 20 0 C ± 5 0 C R.4.2.1 Số lượng mẫu thử Sử dụng 10 mẫu thử vuông phẳng có kích thước cạnh 300 mm. R.4.2.2 Phương pháp thử R.4.2.2.1 Áp dụng phương pháp thử như mô t ả trong C .2.1, Phụ lục C. R.4.2.2.2 Chiều cao rơi áp dụng là 2 m cho t ấ t c ả các độ dày của mẫu thử. R.4.2.3 Đánh giá kết quả. R.4.2.3.1 Phép thử đạt yêu cầu nếu bi không xuyên qua mẫu thử: R.4.2.3.2 Bộ mẫu thử đạt yêu cầu th ử bằng bi 227 g nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau: R.4.2.3.2.1 Có tối thiểu 8 k ế t quả đạt yêu cầu với độ cao rơi quy định R.4.2.3.2.2 C ó nhiều hơn 2 k ế t quả không đạt yêu cầu, nhưng loạt các phép thử trên bộ mẫu mới cho kết quả đạt yêu cầu. R.4.3 Phép thử bằng bi 227 g tại nhiệt độ âm 18 0 C ± 2 0 C R.4.3.1 Đ ể hạn chế tối đa sự thay đổi nhiệt độ của mẫu thử, phép thử phải được thực hiện trong vòng 30 s từ khi lấy mẫu ra khỏi phòng có nhiệt độ trên. R.4.3.2 Phương pháp thử được cho trong R.4.2.2 của phụ lục này, với nh i ệt độ thử là âm 18 0 C ± 2 0 C. R.4.3.3 Đánh giá kết quả th ử nghiệm như cho trong R.4.2.3 của phụ lục n à y. R.5 Thử tác động của môi trường R.5.1 Th ử độ bền với thời tiết mô phỏng R.5.1.1 Chỉ số cản trở và phương pháp thử Áp dụng các yêu cầu tại C.6.4, Phụ lục C. Tổng lượng bức xạ cực tím do đèn xê nông hồ quang sinh ra phải l à 500 MJ/m 2 . Trong quá trình bức xạ, mẫu thử phải tiếp xúc với bụi nước theo các chu kỳ liên tục. Trong một chu kỳ 120 min mẫu thử được phơi sáng 102 min không có bụi nước và 18 min có bụi nước. R.5.1.1.1 Cho phép sử dụng c á c phương pháp thử khác nếu có các kết quả tương đương. R.5.1.2 Số lượng m ẫ u thử Sử dụng 3 m ẫ u thử phẳng có kích thước 130 mm x 40 mm được cắt ra từ mẫu kính phẳng. R.5.1.3 Đánh giá kết quả Phép thử độ bền với thời ti ế t mô phỏng cho kết quả đạt yêu cầu nếu: R.5.1.3.1 Hệ số truyền sáng đo theo qui định trong C.9.1, Phụ lục C không thấp hơn 95 % giá trị đo được trước khi thử. Đối với các cửa sổ nằm trong tầm nhìn của lái xe, giá trị này không thấp hơn 70 %. R.5.1.3.2 Không có bọt kh í hoặc cá c thay đổi nhìn thấy được như khuyết tật, đổi màu, trắng đục hoặc vết nứt sinh ra trong qu á trình thử. R.5.1.4 Bộ mẫu thử đạt yêu cầu về thử độ bền với thời mô ph ỏ ng nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau: R.5.1.4.1 Tất cả các mẫu thử cho kết quả th ỏ a mãn yêu cầu. R.5.1.4.2 Một mẫu không đạt, thực hiện lại các phép thử trên bộ mẫu mới cho kết quả đạt yêu cầu. R.6 Chất lượng quang học Áp dụng các qui định cho trong C.9.1, Phụ lục C cho các sản phẩm cần thiết cho tầm nhìn của lái xe. R.6.1 Đánh giá kết quả Bộ mẫu thử đạt yêu cầu nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau: R.6.1.1 Một bộ các mẫu thử đều cho kết quả đạt yêu cầu R.6.1.2 Một mẫu không đạt yêu cầu nhưng bộ mẫu m ớ i cho kết quả thử đạt yêu cầu. R.7 Th ử tính chịu lửa R.7.1 Chỉ số cản trở và phương pháp thử Áp dụng các qui định cho trong C.10, Phụ lục C. R.7.2 Đánh gi á kết quả Phép thử tính chịu lửa đạt yêu cầu nếu tốc độ cháy nhỏ hơn 110 mm/min. R.7.2.1 Bộ mẫu thử được đề nghị chứng nhận đạt yêu cầu nếu thỏa mãn một trong c á c điều kiện sau: R.7.2.1.1 Tất cả các mẫu thử đều cho kết quả đạt yêu cầu R.7.2.1.2 Một mẫu kh ô ng đạt yêu cầu nhưng bộ mẫu mới cho kết quả thử đạt yêu cầu. R.8 Thử độ bền hóa học R.8.1 Chỉ số cản trở và phương pháp th ử Áp dụng các qui đ ị nh cho trong C.11, Phụ lục C. R.8.2 Đánh giá k ế t quả Bộ mẫu thử đạt yêu cầu nếu th ỏ a m ã n một trong các điều kiện sau: R.8.2.1 Tất cả các mẫu thử đều cho kết quả đạt yêu cầu R.8.2.2 Một mẫu không đạt yêu cầu nhưng bộ mẫu m ớ i cho kết quả thử đạt yêu cầu. Phụ lục S (Quy định) Kính ghép bằng vật liệu dẻo không thể uốn S.1 Định nghĩa kiểu loại (Phụ lục này ch ỉ áp dụng cho kính ghép có hai tấm kính). Kính ghép được coi như thuộc loại khác nhau nếu chúng khác nhau ít nhất một trong các đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ sau đây S.1.1 Đặc tính chủ yếu S.1.1.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu S.1.1.2 Loại hóa chất của các t ấ m kính thành phần S.1.1.3 Phân loại các tấm kính của nhà sản xuất S.1.1. 4 Độ dày của các tấm kính th à nh phần S.1.1.5 Quy trình sản xuất cửa sổ. S.1.1.6 Chiều rộng khe hở giữa các tấm kính thành phần bằng vật liệu dẻo. S.1.1.7 Màu của các tấm kính vật liệu dẻo. S.1.1.8 Bản chất và kiểu của lớp phủ bề mặt. S.1.2 Đặc tính phụ. S.1.2.1 Không có đặc tính phụ nào liên quan. S. 2 Qui định chung S.2.1 Đối với kính ghép bằng vật liệu dẻo không thể uốn, phép thử được tiến hành trên các mẫu thử phẳng hoặc các kính mẫu hoàn thiện phụ thuộc vào các yêu cầu của phép thử. S.2.2 Các mẫu thử phải được loại bỏ hết các lớp bảo vệ và phải được làm sạch trước khi thử. Chúng phải được giữ ở nhiệt độ 23 0 C ± 2 0 C và độ ẩ m tương đ ố i 50 % ± 5 %, trong 24 h. S.2.3 Độ dày danh nghĩa của sản phẩm kính vật liệu dẻo s ả n xuất bằng phương pháp đùn ép có dung sai là ± 10 % độ dày danh nghĩa. Đối với các sản phẩm kính vật liệu dẻo được sản xuất bằng các công nghệ kh á c (v í dụ đúc tấm acrylic), dung sai độ dày cho phép là ± (0,4 + 0,1e) mm, e là độ dày danh nghĩa của tấm kính. Nếu độ dày không đều do công nghệ định dạng, việc đo độ dày được thực hiện tại tâm hình học của tấm k ính . Xem ISO 7823-1 NB: Chiều dày thay đổi tùy thuộc kỹ thuật định dạng, đo chiều dày tại tâm hình học của kính ghép. S.2.4 Phép thử thực hiện trên kính ghép bằng vật liệu dẻo không thể uốn, với chiều dày danh nghĩa e tại tâm hình học của mẫu thử, được áp dụng cho tất cả các kính ghép bằng vật liệu dẻo không th ể uốn có cùng e ± 5 mm. Tài liệu kỹ thuật phải ghi rõ khe hở lớn nhất và khe hở nhỏ nhất S.3 Th ử uốn S.3.1 Chỉ số cản trở của các đặc tính phụ Không có đặc tính phụ nào liên quan S.3.2 Số lượng mẫu thử Sử dụng 1 mẫu thử cho mỗi tấm kính thành phần của cửa sổ có kích thước 300 mm x 25 mm. S.3.3 Phương pháp thử S.3.3.1 Á p dụng phương pháp thử qui định trong C.12, Phụ lục C. S.3.4 Đánh giá kết quả Mức độ biến dạng theo phương thẳng đứng của cả hai t ấ m kính th à nh ph ầ n phải nhỏ hơn 50 mm sau 60 s. S.4 Thử bằng chùy thử S.4.1 Chỉ số cản trở của các đặc tính phụ Không có đặc tính phụ nào liên quan S.4.2 Số lượng mẫu thử Sử dụng sáu mẫu thử đại diện cho kính cửa sổ kích thước 1170 mm x 570 mm. Các mẫu thử phải có phần thêm xung quanh để kẹp. S.4.3 Phương pháp thử. S.4.3.1 Áp dụng phương pháp thử qui định trong C.3.2, Phụ lục C. Thực hiện thử va đập trên bề mặt phía trong của cửa sổ. S.4.3.2 Đối với các tấm kính dùng làm vách ngăn và cửa sổ tách biệt có khả năng bị va đập cao, áp dụng độ cao rơi là 3 m. Phải đo được giá trị HIC S.4.3.3 Đối với các tấm kính dùng làm cửa sổ bên cạnh, cửa sổ phía sau v à cửa trên nóc xe có kh ả năng bị va đập th ấ p hơn, áp dụng độ cao rơi là 1,5 m. Ph ả i xác đo được giá trị HIC. S.4.3.4 Đối với kính của các cửa sổ nhỏ trên rơ moóc, trên xe nh à di động không có khả năng bị va đập sẽ không áp dụng phép th ử b ằ ng chùy thử. Cửa sổ nhỏ là các cửa sổ không ch ứ a được vòng tròn có đường kính 150 mm. S.4.4 Đánh giá kết quả Phép thử có kết quả đạt yêu cầu nếu thỏa mãn các điều kiện sau: S.4.4.1 M ẫ u thử không bị xuyên th ủ ng hoặc không bị vỡ thành các mảnh lớn tách rời. S.4.4.2 Giá trị HIC nhỏ hơn 1000. S.4.4.3 Bộ mẫu thử đạt yêu cầu thử bằng chùy nếu th ỏ a mãn một trong các điều kiện sau: S.4.4.3.1 Toàn bộ các mẫu thử cho kết quả đạt yêu cầu hoặc S.4.4.3.2 Một phép thử không đạt yêu cầu, nhưng loạt các phép thử tr ê n bộ mẫu mới cho kết quả đạt y ê u cầu. S.5 Thử bằng bi 227 g S.5.1 Ch ỉ số cản trở của các đặc tính phụ Không có đặc tính phụ nào liên quan S.5.2 Số lượng mẫu thử Sử dụng 10 m ẫ u thử phẳng của tấm kính thành phần phía ngoài hoặc 10 mẫu có kích thước 300 mm x 300 mm. S.5.3 Phương pháp thử S.5.3.1 Á p dụng phương pháp thử qui định trong C .2.1, Phụ lục C. Va đập được thực hiện ở mặt phía ngoài của cửa sổ. S.5.3.2 Độ cao rơi đối với các độ đày khác nhau của tấm kính bên ngoài của cửa sổ cho trong Bảng S.14 dưới đây: Bảng S.14 - Độ cao rơi theo độ dày kính Độ dày (mm) Độ cao rơi (1) (m) <> 2 4 3 5 4 > 6 5 Với các độ dày trung gian trong khoảng từ 3 mm đến 6 mm, độ cao rơi được xác định theo phương pháp nội suy. S.5.4 Đ á nh gi á kết quả S.5.4.1 Phép thử bằng bi cho kết quả đạt yêu cầu nếu th ỏ a mãn các điều kiện sau: (a) Bi không xuyên thủng mẫu thử (b) M ẫ u thử không bị v ỡ thành các mảnh tách rời. S.5.4.2 Bộ mẫu thử đạt yêu cầu thử bằng bi 227 g nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau: S.5.4.2.1 Có 8 hoặc nhiều hơn các phép thử riêng biệt cho kết quả đạt yêu cầu với độ cao rơi quy định. S.5.4.2.2 Nếu 3 hoặc nhiều hơn các phép thử riêng biệt cho kết quả không đạt yêu cầu, loạt các phép thử trên bộ mẫu mới cho kết quả đạt yêu cầu. S.5. 5 Thử bằng bi 227 g tại âm 18 0 C ± 2 0 C S.5.5.1 Để hạn chế tối đa sự thay đổi nhiệt độ của mẫu thử, phép thử phải được thực hiện trong vòng 30 s từ khi l ấ y mẫu ra khỏi trạng thái qui định. S.5.5.2 Phương pháp thử được mô tả trong S.5.3 của phụ lục này, với nhiệt độ thử là âm 18 0 C ± 2 0 C. S.5.5.3 Đánh giá kết quả thử nghiệm như cho trong S.5.4 của phụ lục này. S.6 Thử tác động của môi trường S.6.1 Th ử khả năng chịu mài mòn S.6.1.1 Các chỉ số cản trở và phương pháp thử Áp dụng các qui định cho trong C.4, Phụ lục C; thực hiện phép thử ở 1000, 500 và 100 vòng để đo mức độ mài mòn bề mặt của sản phẩm. S.6.1.2 Sử dụng 3 mẫu thử phẳng hình vuông có cạnh 100 mm cho mỗi loại bề mặt. S.6.1.3 Đánh giá kết quả S.6.1.3.1 Đối với loại kính sử dụng trên xe loại L, phép thử cho kết quả thử mài mòn đạt yêu cầu nếu tổng mức độ khuếch tán ánh sáng không vượt quá 2 % sau 1000 vòng thử trên bề mặt phía ngo à i v à 4 % sau 100 vòng thử trên bề mặt phía trong mẫu thử. S.6.1.3.2 Đối với loại kính sử dụng trên xe loại M, phép thử cho kết quả thử mài mòn đạt yêu cầu nếu tổng độ khuếch tán ánh sáng không vượt quá 10% sau 500 vòng thử trên bề mặt phía ngoài mẫu thử và 4 % sau 100 vòng thử trên bề mặt phía trong mẫu thử. S.6.1.3.3 Đối với cửa sổ trên nóc xe, không yêu cầu thử mài mòn. S.6.1.4 Bộ mẫu thử đạt yêu cầu nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau: - Tất cả các mẫu thử đạt yêu cầu hoặc - Một mẫu không đạt y ê u cầu nhưng toàn bộ các mẫu của bộ mẫu m ớ i đạt yêu cầu. S.6.2 Th ử đ ộ bền với thời tiết mô phỏng S.6.2.1 Ch ỉ s ố c ả n tr ở và phương pháp thử Theo qui định trong C.6.4, Phụ lục C, tổng lượng bức xạ cực tím do đèn xê nông hồ quang sinh ra phải là 500 MJ/m 2 . Trong quá trình bức xạ, mẫu thử phải tiếp xúc với bụi nước theo các chu kỳ liên tục. Trong một chu kỳ 120 min mẫu thử được phơi sáng 102 min không có bụi nước và 18 min có bụi nước. S.6.2.1.1 Cho phép sử dụng các phương pháp thử khác nếu có các kết quả tương đương. S.6.2.2 Số lượng mẫu thử Sử dụng 3 mẫu phẳng có kích thước 130 mm x 40 mm cắt ra từ tấm kính phía ngo à i của cửa sổ. S.6.2.3 Đánh giá kết quả S.6.2.3.1 Phép thử độ bền với thời tiết mô phỏng đạt yêu cầu nếu: S.6.2.3.1.1 Hệ số truyền sáng đo được theo qui định trong C.9.1, Phụ lục C không thấp hơn 95 % giá trị đo được trư ớ c khi thử. Đối với các cửa sổ cần thiết cho tầm nhìn của lái xe, giá trị n à y không thấp hơn 70 %. S.6.2.3.1.2 Không có bọt khí hoặc các thay đổi nhìn thấy được như khuyết tật, đ ổ i màu, trắng đục hoặc vết n ứ t sinh ra trong quá trình thử. S.6.2.4 Bộ mẫu thử đạt yêu cầu về thử độ bền với thời tiết mô phỏng nếu thỏa mãn một trong các đi ề u kiện sau: S.6.2.4.1 Tất cả các mẫu thử cho kết quả đạt yêu cầu. S.6.2.4.2 Một mẫu không đạt yêu cầu nhưng loạt các phép thử trên bộ mẫu mới cho kết quả đạt yêu cầu. S.6.3 Th ử cắt ngang S.6.3.1 Chỉ số cản trở và phương ph á p thử Theo qui định trong C.13, Phụ lục C, chỉ áp dụng cho sản phẩm kính có lớp phủ. S.6.3.2 Thực hiện phép thử cắt ngang trên một trong các mẫu thử đã được thử tại S.6.2. S.6.3.3 Đánh giá kết quả S.6.3.3.1 Phép thử c ắ t ngang đạt yêu cầu nếu đạt được giá trị thử cắt ngang l à Gt1. S.6.3.3.2 M ẫ u thử cắt ngang đạt yêu cầu nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau: S.6.3.3.2.1 Phép thử cho k ế t quả đạt yêu cầu. S.6.3.3.2.2 Một phép thử không đạt yêu cầu nhưng loạt các phép thử trên c á c mẫu khác trong số mẫu c ò n lại của S.6.2 cho kết quả đạt yêu cầu. S.6.4 Phép thử tính ch ố ng ẩ m S.6.4.1 Chỉ số cản trở và phương pháp thử Áp dụng các qui định trong C.7, Phụ lục C. S.6.4.2 Thực hiện phép thử trên 10 mẫu thử hình vuông hoặc cửa sổ có kích thước 300 mm x 300 mm. S.6.4.3 Đánh giá kết quả S.6.4.3.1 Phép thử tính chống ẩm đạt yêu cầu nếu: S.6.4.3.1.1 Không nhìn thấy các khuyết tật như bọt khí hoặc mờ đục xuất hiện trên bất cứ mẫu thử nào, S.6.4.3.1.2 Và nếu hệ số truyền sáng được đo theo phương pháp tại C.9.1, Phụ lục C không nhỏ hơn 95% của giá trị đo được trước khi thử và không được nhỏ hơn 70 % đối với cửa sổ nằm trong tầm nhìn cần thiết của người lái. S.6.4.4 Sau khi thử, các mẫu thử được đặt trong phòng có nhiệt độ 23 0 C ± 2 0 C và độ ẩ m tương đối là 50 % ± 5 % ít nhất 48 h, sau đó các m ẫ u thử này dùng để thử bi 227 g như mô tả trong S.5 của phụ lục này. S.7 Chất lượng quang học Áp dụng các qui định tại C.9.1, Phụ lục C cho các sản phẩm cần thiết cho tầm nhìn của người lái. S.7.1 Đánh giá kết quả Bộ mẫu đạt yêu cầu nếu thỏa m ã n một trong các điều kiện sau: S.7.1.1 Tất cả các mẫu thử đều đạt yêu cầu S.7.1.2 Một mẫu không đạt yêu cầu nhưng các phép thử trên bộ mẫu mới cho kết quả đạt yêu cầu . S.8 Thử tính chịu l ử a S.8.1 Chỉ số cản trở và phương pháp thử Áp dụng các qui định tại C.10, Phụ lục C. S.8.2 Đánh giá kết quả Phép thử được thực hiện độc lập trên c ả hai bề mặt của kính ghép. Ph é p thử tính chịu lửa đạt yêu cầu nếu tốc độ cháy nhỏ hơn 110 mm/min. S.8.2.1 Bộ mẫu thử đạt yêu cầu nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau: S.8.2.1.1 T ấ t c ả các mẫu thử đều đạt yêu cầu S.8.2.1.2 Một mẫu không đạt yêu cầu nhưng bộ mẫu mới cho kết quả thử đạt yêu cầu. S.9 Th ử độ bền hóa học S .9.1 Chỉ số cản trở và phương pháp thử Áp dụng các qui định tại C .11, Phụ lục C. Phép thử ch ỉ áp dụng đối với mẫu thử đại diện cho bề mặt phía ngoài của kính ghép. S .9.2 Đánh giá kết quả Bộ mẫu thử đạt yêu cầu nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau: S .9.2.1 Tất cả các mẫu thử đều đạt yêu cầu S .9.2.2 Một mẫu không đạt yêu cầu nhưng bộ mẫu mới cho kết quả thử đạt yêu cầu. Phụ lục T (Quy định) Đo chiều cao phân đoạn “h” và vị trí các điểm va đập Hình S.1 - Xác định chiều cao phân đoạn “h” - Đối với kính an toàn có đường cong đơn gi ả n, chiều cao phân đoạn sẽ là: h 1 lớn nhất. - Đối với kính an toàn có đường cong kép, chiều cao phân đoạn sẽ là h 1 lớn nhất + h 2 lớn nhất. H ì nh S.2 - Điểm va đập trên kính chắn gió a) Kính phẳng b) Kính phẳng c) Kính cong H ì nh S.3 - Điểm va đập của kính độ bền cao đồng nhất Các hình 3a, 3b và 3c minh họa cho E.2.5, Phụ lục E Phụ lục U (Quy định) Phương pháp xác định vùng thử trên kính chắn gió của các xe liên quan tới điểm “V” U.1 Vị trí của điểm V U .1.1 Vị trí của điểm V liên quan đến điểm “R” (xem Phụ lục V) được xác định bởi 3 tọa độ X, Y và Z theo hệ tọa độ không gian 3 chiều, được chỉ ra trong Bảng U.1 và 2 dưới. U .1.2 Bảng U.1 cho tọa độ cơ sở đối với góc thiết kế của lưng ghế là 25 0 . Chiều dương của tọa độ được chỉ ra ở hình U.3 dưới của phụ lục này. B ả ng U.1 - Tọa độ cơ s ở Đơn vị t í nh bằng milimét Điểm V X Y Z V1 68 -5 665 V2 68 -5 589 U .1.3 Điều chỉnh đối với góc thiết kế của lưng ghế khác 25 0 . U .1.3.1 Bảng U.2 gi ớ i thiệu các điều chỉnh theo tọa độ X và Z của mỗi một điểm “V” khi góc thiết kế của lưng ghế khác 25 0 . Chiều dương của tọa độ được chỉ ra ở Hình U.3 dưới của phụ lục này. B ả ng U.2 - Điều chỉnh tọa độ X và Z Góc lưng ghế (độ) Tọa độ ngang X (mm) Tọa độ đứng Z (mm) Góc lưng gh ế (độ) Tọa độ ngang X (mm) Tọa độ đứng Z (mm) 5 -186 28 23 -17 5 6 -176 27 24 -9 2 7 -167 27 25 0 0 8 -157 26 26 9 -3 9 -147 26 27 17 -5 10 -137 25 28 26 -8 11 -128 24 29 34 -11 12 -118 23 30 43 -14 13 -109 22 31 51 -17 14 -99 21 32 59 -21 15 -90 20 33 67 -24 16 -81 18 34 76 -28 17 -71 17 35 84 -31 18 -62 15 36 92 -35 19 -53 13 37 100 -39 20 -44 11 38 107 -43 21 -35 9 39 115 -47 22 -26 7 40 123 -52 U.2 Các vùng thử U.2.1 Phải xác định hai vùng thử theo các điểm “V” nh ư sau U.2.2 Vùng th ử “A” là vùng trên bề mặt phía ngoài của kính chắn gió bao quanh bởi giao tuyến của 4 mặt phẳng sau đây (xem hình 1 0 và 1b của phụ lục này): (a) Mặt phẳng song song với trục Y, đi qua điểm V1 v à nghiêng về phía trên 3 0 với trục X (mặt phẳng 1). (b) Mặt phẳng song song v ớ i trục Y, đi qua đi ể m V2 và nghiêng xuống dưới 1 0 với trục X (mặt phẳng 2). (c) Mặt phẳng đứng đi qua điểm V1, V2 và nghiêng 13 0 về bên trái trục X trong trường hợp tay lái của xe ở b ê n trái, nghiêng về bên phải trục X trong trường hợp tay lái của xe ở bên phải (mặt phẳng 3). (d) Mặt phẳng đứng đi qua điểm V1, V2 và nghiêng 20 0 về b ê n phải với trục X trong trường hợp tay lái ở bên tr á i, về b ê n trái với trục X trong trường hợp tay lái ở bên phải (mặt phẳng 4). (e) Đối với trường hợp tay lái của xe ở chính giữa, 2 mặt phẳng hướng lên trên và hướng xuống dư ớ i như đã xác định trong phần (a) và (b) trên, và 2 mặt phẳng thẳng đứng đi qua V1 và V2, nghiêng 15 0 v ề bên trái của trục X (mặt phẳng 3) và nghiêng 15 0 về bên phải trục X (mặt phẳng 4) (xem hình 1b). U.2.3 Vùng thử “B” là vùng mặt ngoài của kính chắn gió, bao quanh bởi giao tuyến của 4 mặt phẳng dưới đây: (a) Mặt phẳng nghiêng 7 0 về phía trên trục X, đi qua V1 và song song với trục Y (mặt phẳng 5). (b) Mặt phẳng nghiêng 5 0 về phía dưới trục X, đ i qua V2 và song song với trục Y (mặt phẳng 6). (c) Mặt phẳng đứng đi qua V1 và V2, nghiêng một g ó c 17 0 về b ê n trái trục X trong trường hợp tay lái ở bên trái và v ề bên phải trục X trong trường hợp tay lái ở bên phải (mặt phẳng 7). (d) Mặt phẳng đối xứng với mặt phẳng 7 qua mặt phẳng trung tuyến dọc xe (mặt phẳng 8). U.2.4 “Vùng thử giảm thiểu B” là vùng được loại bỏ bớt một số phần sau đ â y 1 ) trong vùng B (xem Hình U.2 và U.3 phụ lục này). CHÚ THÍCH: 1) Căn cứ thực t ế đ ể tính toán vùng giảm là các điểm giữ liệu được xác định trong U.2.5 phải n ằ m trong khu vực truy ề n sáng. U.2.4.1 Vùng thử A xác định theo U.2.2, được mở rộng tương ứng C.9.2.2.1 của Phụ lục C. U.2.4.2 Tùy thuộc vào nhà sản xuất, có thể áp dụng một trong hai mục sau: U.2.4.2.1 Toàn bộ dải chắn sáng được giới hạn dưới từ mặt phẳng 1 và kề sát mặt phẳng 4 và mặt phẳng đối xứng với mặt phẳng 4 qua mặt phẳng trung tuyến dọc xe (mặt phẳng 4’). U.2.4.2.2 Toàn bộ dải ch ắ n sáng được giới hạn dưới từ mặt phẳng 1, nằm trong vùng rộng 300 mm , đường tâm nằm trên mặt phẳng trung tuyến dọc xe và dải chắn sáng dưới mặt phẳng 5 , nằm trong vùng được giới h ạ n bởi giao tuy ế n của các mặt phẳng đi qua các gi ớ i hạn của đoạn rộng 150 mm 1) và song song với giao tuyến của hai mặt phẳng 4 và 4’. CHÚ THÍCH: 1) Thực hiện đo trên mặt ngoài của kính chắn gió thuộc giao tuyến của mặt phẳng 1. U.2.4.3 Toàn bộ dải chắn sáng được giới hạn bởi giao tuyến của bề mặt ngoài của kính chắn gió với các mặt phẳng sau: (a) Mặt phẳng nghiêng với trục X 4 0 hướng xuống dưới, đi qua V2 và song song với trục Y (mặt phẳng 9); (b) Mặt phẳng 6; (c) Mặt phẳng 7 và 8 hoặc cạnh của mặt ngo à i của kính chắn gió nếu giao tuyến của m ặ t phẳng 6 v ớ i mặt phẳng 7 (mặt phẳng 6 với mặt phẳng 8) không cắt mặt ngoài của kính chắn gió. U.2.4.4 Toàn bộ dải chắn sáng được giới hạn bởi giao tuyến của b ề mặt ngoài của kính chắn gió với các mặt phẳng sau: (a) Mặt phẳng n ằ m ngang đi qua điểm V1 (mặt phẳng 10); (b) Mặt phẳng 3 1) ; (c) Mặt phẳng 7 2 ) hoặc cạnh của mặt ngoài của kính chắn gió nếu giao tuyến của mặt phẳng 6 với 7 (mặt phẳng 6 với mặt phẳng 8) không cắt mặt ngoài của kính chắn gió. (d) Mặt phẳng 9; CH Ú THÍCH: 1) Đối v ớ i cạnh khác của kính ch ắ n gi ó , giao với mặt phẳng đ ố i xứng với mặt ph ẳ ng 3 qua mặt ph ẳ ng tr ung tuyến dọc của xe. 2 ) Đối v ớ i cạnh khác của kính chắn gió, giao với mặt phẳng 8. U.2.4.5 Vùng nằm trong khoảng 25 mm t í nh từ cạnh ngoài của bề mặt ngoài của kính chắn gió hoặc d ả i ch ắ n sáng. Vùng này không ảnh hưởng đến vùng thử mở rộng A. U.2.5 Xác định các điểm t í nh toán ( xem hình U.3 phụ lục này) Các điểm t í nh toán là các điểm nằm trên giao tuyến với mặt ngoài kính chắn gió với các đường thẳng phân tán ra phía trước từ các điểm V; U.2.5.1 Điểm tính thẳng đứng cao hơn ph í a trước của V1 và 7 0 phía trên so với phương n ằ m ngang ( P r1 ); U.2.5.2 Điểm tính thẳng đứng thấp hơn phía trước của V2 và 5 0 phía dưới so với phương nằm ngang (P r2 ); U.2.5.3 Điểm t í nh n ằ m ngang hướng về phía t rư ớc của V1 và 17 0 về bên trái (P r 3 ); U.2.5.4 Ba điểm t ính bổ sung đối xứng với các điểm tính được xác định trong từ U.2.5.1 đến U.2.5.3 qua mặt phẳng trung tuyến dọc của xe (lần lượt là P’ r1 , P’ r2 , P’ r3 ). CHÚ D Ẫ N: G L Mặt phẳng trung tuyến dọc xe Pi Giao tuy ế n n ằ m tr ên các mặt phẳng liên quan (xem phụ lục) Hình U .1a - Vùng thử “A” (Ví d ụ cho xe có tay lái b ê n trái) CHÚ D Ẫ N: G L Mặt phẳng trung tuy ế n dọc xe Pi Giao tuyến nằm trên các mặt phẳng liên quan (xem phụ lục) Hình U.1 b - Vùng thử “A” (Ví dụ cho xe có tay lái nằm giữa xe) CHÚ D Ẫ N: C L Giao tuyến nằm trên mặt phẳng trung tuyến dọc xe Pi Giao tuyến n ằ m trên các mặt phẳng liên quan (xem phụ lục) Hình 2 a. Vùng giảm thi ể u “B”. (Ví d ụ cho xe có tay l á i ở bên tr á i) D ải chắn sáng được định nghĩa trong mục 2 . 4 . 2 . 2 tiêu chuẩn này . CHÚ DẪ N: G L Mặt ph ẳ ng trung tuyến dọc xe Pi Giao tuyến n ằ m trên các mặt phẳng liên quan (xem phụ lục) Hình U .2b - Vùng giảm thiểu “B” (V í dụ cho xe có tay lái ở bên trái) D ả i chắn sáng được định nghĩa trong 2.4.2.1 của tiêu chuẩn này. CHÚ D Ẫ N: G L Mặt phẳng t ru ng tuyến dọc xe Pri Điểm t í nh toán a, b, c, d Tọa độ của điểm “V” (xem phụ lục) Hình U.3 - Xác định các điểm tính toán (V í dụ cho xe có tay lái ở bên trái) Phụ lục V (Quy định) Phương pháp xác định điểm “H” và góc lưng ghế thực tế đối với chỗ ngồi của lái xe V.1 Phạm v i áp dụng Phương pháp được cho trong tiêu chuẩn này được sử dụng để xác định vị trí điểm H và góc thân người thực tế đối với một hoặc nhiều vị trí ngồi trên xe và để xác định mối liên quan của số liệu đo được với thông số thiết kế của nhà sản xuất. CHÚ TH Í CH: Tại bất kỳ chỗ ngồi nào không phải là chỗ ng ồ i trước mà tại đó không thể dùng máy 3 chi ề u hoặc phương pháp khác để xác định điểm H, th ì có thể lấy điểm R được chỉ ra bởi nhà sản xuất như một tham khảo tùy theo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền V.2 Thuật ngữ, định nghĩa Chỉ áp dụng cho phụ lục này. V.2.1 Số liệu chuẩn (re f erence data): một hoặc nhiều th ô ng số của vị trí ngồi cho dưới đây: V.2.1.1 Điểm H và điểm R, mối liên hệ giũa chúng. V.2.1.2 Góc thân người thực tế và góc thân người thiết kế, mối liên hệ giữa chúng. V.2.2 Máy đo điểm H ba chiều (gọi tắt là máy 3 DH) (Three-dimensional H - point machine): thiết b ị sử dụng để xác định điểm H và góc thân người thực tế. Thiết bị này được mô tả trong Phụ lục V1. V.2.3 Điểm H (H point): tâm của thân người và đùi c ủa máy 3 DH lắp đặt trên ch ỗ ngồi của xe tương ứng với trình tự mô t ả trong V.3 dưới. Điểm H n ằ m ở giữa của đường tâm của thiết bị được lắp gi ữ a các nút nhìn của điểm H ở cả hai bên của máy 3 DH. Điểm H, theo lý thuyết, tương ứng với điểm R (các sai số xem V.3. 2.2 dưới). Một lần xác định tương ứng với trình tự cho trong V.4, điểm H được coi như cố định liên quan đến cấu trúc đệm chỗ ngồi và di chuyển với chúng khi chỗ ngồi được hiệu chỉnh. V.2.4 Điểm R (R point) hoặc điểm chuẩn chỗ ngồi (Seating re f erence point): điểm thiết kế xác định bởi nhà sản xuất xe cho mỗi một vị trí ngồi và được xác định đối với hệ quy chiếu 3 kích thước. V.2.5 Đường thân người (torso line): đường tâm của trục máy 3 DH, trục này ở vị trí hướng về phía sau. V.2.6 Góc thân người thực tế (actual torso angle): góc đo đường thẳng đứ n g đi qua điểm R và đường thân người sử dụng đo góc lưng ghế trên máy 3 DH. Góc thân người thực tế, theo lý thuyết, tương ứng v ớ i góc thân người thiết kế (các sai số xem V.3. 2.2). V.2.7 G óc thân người thiết k ế (design torso angle): góc đo giữa đường thẳng đứng đi qua điểm R và đường thân người ở vị trí tương ứng với vị trí thiết kế của lưng ghế được ch ỉ rõ bởi nhà sản xuất xe. V.2.8 Mặt ph ẳ ng trung tâm của ngư ờ i sử dụng (viết tắt CPO) (centre plane of occupant): mặt phẳng trung tuyến của máy 3 DH đặt tại mỗi một vị trí ng ồ i thiết kế; nó được xác định bằng t ọa độ cực của điểm H trên trục Y. Đối với các chỗ ngồi riêng biệt, mặt phẳng trung tâm của chỗ ng ồ i trùng với mặt phẳng trung t â m của người sử dụng. Đối với các chỗ ngồi khác, mặt ph ẳ ng trung t â m của ngư ờ i sử dụng được chỉ rõ bởi nhà sản xuất. V.2.9 Hệ quy chiếu 3 kích thư ớ c (three-dimensional reference system): hệ thống được mô tả trong Phụ lục P.P2). V.2.10 Các dấu chuẩn ( f iducial marks): các điểm vật lý (lỗ, bể mặt, dấu, hoặc vết lõm) trên thân xe được xác đ ị nh bởi nhà sản xuất xe. V.2.11 V ị trí của xe kh i đo (vehicle measuring attitude): vị trí của xe được xác định bằng tọa độ cực của các dấu chuẩn trên hệ quy chiếu 3 kích thước. V.3 Yêu cầu V.3.1 Tr ì nh bày số liệu Đối với mỗi một vị trí ngồi mà có yêu cầu số liệu chuẩn để chứng minh sự phù hợp với qui định của tiêu chuẩn này, tất cả hoặc phần lựa chọn gần đúng của các số liệu dưới đây phải được trình bày theo d ạng được chỉ ra trong Phụ lục V3: V.3.1.1 Tọa độ cực của điểm R liên quan đến hệ quy chiếu 3 kích thước. V.3.1.2 Góc thân người thiết kế. V.3.1.3 Tất cả các ch ỉ số cần thiết để hiệu chỉnh chỗ ngồi (nếu nó được hiệu chỉnh) cho vị trí đo trình bày trong V.4. 3 dưới. V.3.2 Quan hệ giữa số liệu đo và thông số thiết kế. V.3.2.1 Tọa độ cực của điểm H và giá trị của góc thân người thực tế thu được theo trình tự mô tả trong P.4 dưới phải được đối chiếu với tọa độ cực của điểm R và giá trị của góc thân người thiết kế được chỉ r õ bởi nhà sản xuất xe. V.3.2.2 Các vị trí liên quan của điểm R và điểm H và mối liên quan giữa góc th â n người thiết kế và góc thân người thực tế phải được coi như thỏa mãn đối với vị trí ngồi đang quan t â m nếu điểm H, được x á c định bởi tọa độ cực của nó, nằm trong hình vuông trên mặt phẳng thẳng đứng có cạnh dài 50 mm và các đư ờ ng chéo của nó cắt nhau tại điểm R, và nếu góc thân người thực tế nằm bên trong 5 0 của góc thân người thiết kế. V.3.2.3 Nếu các đi ề u kiện trên không thỏa m ã n, đi ể m R và góc thân người thiết kế phải được sử dụng để chứng minh sự phù hợp với qui định của tiêu chuẩn này. V.3.2.4 Nếu điểm H hoặc góc thân người thực tế không thỏa mãn các yêu cầu của V.3.2.2 ở trên, điểm H và góc thân người thực t ế phải được xác định 3 lần. Nếu kết quả của 2 trong 3 lần xác định trên thỏa mãn yêu cầu, điều kiện trong V.3.2.3 trên phải được áp dụng. V.3.2.5 Nếu kết quả của ít nhất 2 lần trong 3 l ầ n xác định theo V.3.2.4 ở trên không th ỏa mãn yêu cầu của V.3.2.2 ở trên, hoặc nếu sự xác nhận không thể thực hiện được do nhà sản xuất xe quên không cung cấp thông tin về vị trí điểm R hoặc về góc thân người thiết kế, trọng tâm của 3 điểm đo hoặc giá trị trung bình của 3 góc đo phải được sử dụng và được coi như có thể áp dụng trong tất cả các trường hợp mà điểm R và góc thân người thiết kế khác với tiêu chuẩn này. V.4 Phương pháp xác định điểm H và góc thân người thực tế V.4.1 Xe phải được để từ trước ở nhiệt độ 20 0 C ± 10 0 C để đảm bảo chắc chắn vật liệu của ghế đạt được nhiệt độ yêu cầu trong phòng. Nếu ghế được kiểm tra không sử dụng, một người hoặc thiết bị nặng 70 kg đến 80 kg phải được đặt lên chỗ ngồi 2 lần/phút để l à m cong lớp đệm và lưng ghế. Với yêu cầu của nhà sản xuất, tất cả các ghế ngồi nhiều người phải được giữ không tải trong khoảng th ờ i gian tối thiểu 30 min trước khi lắp đặt máy 3 DH. V.4.2 Xe phải được đặt ở trạng thái đo đã cho trong V.2.11. V.4.3 Chỗ ngồi, nếu có khả năng hiệu chỉnh, trước hết phải được hiệu chỉnh đối với vị trí ngồi hoặc vị trí lái b ì nh thường sau cùng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất xe, chỉ tính đến duy nhất sự hiệu chỉnh theo chiều dài của chỗ ngồi, ngoại trừ chỗ ngồi di động sử dụng cho mục đích khác với vị trí ngồi hoặc lái th ô ng thường, ở chỗ khác v ớ i kiểu hiệu chỉnh chỗ ngồi đang thực hiện (thẳng đứng, góc, lưng ghế, v.v) th ì các chỗ ngồi này sau đó được hiệu chỉnh theo chỉ dẫn của nhà sản xuất xe. Đối với các chỗ ngồi có hệ thống giảm sóc, vị trí thẳng đứng phải được cố định một cách cứng vững tương ứng với vị trí lái thông thường như nhà sản xuất chỉ dẫn. V.4.4 Vùng ghế ngồi để lắp đặt máy 3 DH phải được phủ bằng lớp vải bông mỏng, c ỡ phù hợp và kết cấu bề mặt thích hợp, như vải bông đơn giản có 18.9 sợi/cm 2 và khối lượng 0.228 kg/cm 2 , hoặc bằng vải đan hoặc không đan có đặc tính tương tự. Nếu phép thử được thực hiện trên ghế b ê n ngoài xe, s à n ở mà ghế ngồi được đ ặt phải có cùng t í nh chất cơ bản như sàn của xe mà ghế ngồi được sử dụng. V.4.5 Đ ặt chỗ ngồi và bộ phận lưng ghế của máy 3 DH sao cho mặt phẳng trung tâm của CPO trùng với mặt phẳng trung tâm của máy 3 DH. Theo yêu cầu của nhà sản xuất, máy 3 DH phải được di chuyển vào phía trong đối với CPO nếu máy được đặt xa ra phía ngoài đến mức mà mép ghế không cho phép làm ngang bằng máy. V.4.6 Gắn bàn chân và cẳng chân v ào phần lõm của ghế một cách riêng biệt hoặc sử dụng thanh chữ T v à ph ầ n c ẳ ng dưới. Đ ư ờng đi qua nút bấm t ầ m nhìn của điểm H phải song song v ớ i mặt đất và vuông góc với mặt phẳng trung tâm theo dọc của chỗ ngồi. V.4.7 Hiệu chỉnh v ị trí của bàn chân và cẳng chân của máy 3 D H như sau: V.4.7.1 Chỗ ngồi của lái xe và khách ng ồ i phía trước bên ngoài: V.4.7.1.1 C ả 2 bàn chân và cẳng chân phải được di chuyển về phía trư ớ c theo hướng sao cho bàn chân đưa l ê n vị trí tự nhiên trên sàn, ở gi ữa bàn đạp hoạt động nếu cần thiết. Tại nơi có thể được, phải đặt bàn chân phải và bàn chân trái cách đều mặt phẳng trung tâm của máy 3 DH. Khi cần thiết có mức ngang bằng để kiểm tra lại hướng ngang của máy 3 DH, phải đưa về đường nằm ngang bằng cách hiệu chỉnh lại phần lõm của ghế ngồi, hoặc bằng. Hiệu chỉnh cẳng ch â n và bàn chân hướng về phía sau. Đư ờ ng đi qua nút bấm tầm nhìn của điểm H phải được duy trì vuông góc với mặt phẳng trung tâm theo chiều dọc của ghế. V.4.7.1.2 Nếu bàn chân trái không thể giữ được song song với bàn chân phải và bàn chân trái không thể tự chống đ ỡ bằng kết cấu thì phải dịch chuyển nó cho đến khi tự chống đỡ được. Bố trí nút bấm t ầ m nhìn phải được duy trì. V.4.7.2 Ghế sau ở phía ngoài Đối với ghế sau hoặc gh ế bổ trợ, cẳng chân được đặt theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. Nếu sau đ ó bàn chân vẫn c ò n trên phần của sàn có mức ngang bằng khác, thì bàn chân đầu tiên tiếp xúc với ghế phía trước phải được coi là chuẩn và bàn chân khác phải được sắp xếp sao cho mức ngang bằng mang lại hướng ngang của ghế ngồi của thiết bị chỉ rõ được đường nằm ngang. V.4.7.3 Các chỗ ng ồ i khác Tr ì nh tự chung được cho trong V.4.7.1 phải được thực hiện, ngoại trừ trường hợp các bàn chân phải được đặt theo theo ch ỉ dẫn của nhà sản xuất xe. V.4.8 Gắn vào cẳng chân thấp, khối lượng đùi và làm ngang bằng máy 3 DH. V.4.9 Làm nghiêng phần lõm lưng về phía trước ngược với hư ớ ng dừng phía trước và kéo máy 3 DH ra xa lưng ghế ngồi sử dụng thanh chữ T. Đặt lại chỗ của máy 3 DH trên ghế bằng một trong các phương pháp sau: V.4.9.1 Nếu máy 3 DH có xu hướng trượt về phía sau, sử dụng biện pháp sau đây: cho phép máy trượt vế phía sau cho đến khi tải trọng c ả n tr ở nằm ngang phía trước trên thanh chữ T không thể dài hơn, tức là cho đến khi phần lõm của ghế tiếp xúc với lưng ghế. Nếu cần thiết, đặt lại cẳng chân thấp. V.4.9.2 Nếu máy 3 DH không có xu hướng trượt về phía sau, sử dụng biện pháp sau: trượt máy v ề phía sau bằng cách cung cấp tải trọng phía sau nằm ngang cho thanh chữ T cho đến khi phần lõm của ghế tiếp xúc với lưng ghế (xem Hình V2 của Phụ lục V.V1). V.4.10 Gắn t ả i trọng 100 N ± 10 N cho lưng và phần lõm của máy 3 DH vào chỗ giao nhau của thước đo góc bên hông và vỏ bọc của thanh chữ T. Hướng của tải trọng cung cấp phải được duy trì dọc theo đường đi qua giao nhau phía trên đến đúng điểm phía trên vỏ bọc thanh đùi (xem hình V2, Phụ lục V.V 1 ). Sau đo quay tr ở lại một cách cẩn thận phần lõm của lưng đến lưng ghế. Sự chăm sóc cẩn thận phải được thực hiện trong suất phần còn lại của trình tự để ngăn ngừa máy 3 DH không trượt v ề phía trư ớ c. V.4.11 Lắp đặt khối lượng mông phải và trái và khi đó có thể lựa chọn khối lượng thân người. Duy trì máy 3 DH ở mức ngang bằng. V.4.12 Làm nghiêng ph ầ n lõm lưng v ề phía trước để giảm bớt độ căng trên lưng ghế. Làm dao động m á y 3 DH trong khoảng 10 ° đối x ứn g qua mặt phẳng tr ung t â m thẳng đứng (5 0 cho mỗi phía) 3 chu kỳ để giảm bớt các ma sá t tích luỹ giữa máy và ghế ngồi. Trong su ấ t quá trình làm máy dao động, thanh chữ T của máy phải hướng trệch ra ngoài liên kết thẳng đứng và nằm ngang đã được chỉ rõ. Khối lượng thanh chữ T được hạn chế do cung cấp tải trọng xấp xỉ với nó vào phía bên cạnh trong suất quá trình d ao động. Sự chăm sóc cần phải thực hiện trong khi giữ thanh chữ T và làm dao động máy để đ ảm bảo rằng không có tải trọng bên ngoài cố ý được cung cấp theo h ướ ng th ẳ ng đứng hoặc theo hướng trư ớ c sau. Bàn chân của máy 3 DH không bị c ả n tr ở hoặc giữ lại trong quá trình thực hiện các bước. Nếu bàn chân t hay đổi vị trí, sau đó chúng phải được cho phép về vị trí cũ. Quay tr ở lại một cách cẩn thận phần lõm của lưng đến lưng ghế và kiểm tra 2 mức ngang bằng chủ y ếu đ ối với vị trí số 0. Nếu tất cả các di chuyển của bàn chân đã chiếm chỗ trong quá trình dao động của máy , chúng phải được đặt lại vị trí như sau: Như đ ã lựa chọn, mỗi một bàn chân nâng kh ỏ i sàn với giá trị cần thiết tối thiểu cho đến khi không thấy có di chuyển bổ sung của bàn chân nữa. Trong qu á trình nâng này, bàn chân phải được tự do để quay; không được cung cấp tải trọng phía trước hoặc bên cạnh. Khi mỗi một bàn chân được đặt đằng sau ở vị trí phía dưới, gót chân phải được tiếp xúc với cấu trúc thiết kế cho vấn đề này. Ki ể m tra mức ngang bằng chủ yếu đối v ớ i vị trí s ố 0; nếu cần thiết cung cấp t ả i trọng bên cạnh vào đỉnh của toàn bộ phần lõm của lưng đ ể làm ngang bằng phần lõm chỗ ngồi của máy 3 DH trên ghế ngồi. V.4.13 Giữ thanh chữ T để ngăn ngừa máy không bị trượt v ề phía trước trên đệm của ghế, tiếp tục làm như sau: a) quay ngược trở lại phần lõm lưng đến lưng ghế. b) lần lượt đặt và bỏ một t ả i trọng nằm ngang hướng về phía sau, kh ô ng vượt quá 25 N, để thanh góc lưng ở độ cao xấp x ỉ với trọng t â m của thân người cho đến khi góc p h ần tư của h ô ng chỉ rõ rằng vị trí ổn định đã đạt được sau khi giảm t ả i. Chăm sóc phải được thực hiện đ ể đảm bảo rằng tải trọng bên ngoài hướng xuống dưới hoặc tải trọng bên cạnh được cung cấp cho máy. Nếu hiệu chỉnh mức ngang bằng khác của máy là c ầ n thiết, c ầ n quay phần lõm lưng về phía trước, đặt lại mức ngang bằng, và lặp lại tr ì nh tự từ V.4 12. V.4.14 Thực hiện tất cả các phép đo V.4.14.1 Tọa độ cực của điểm H được đo có lưu ý đến hệ quy chiếu 3 kích thước. V.4.14.2 Góc thân người thực tế được đọc ở cung phần tư góc lưng của máy với trục máy ở vị trí hướng hoàn toàn về phía sau. V.4.15 Nếu có yêu cầu lặp lại lắp đặt của máy 3 DH, ghế ngồi ph ả i được đưa trở lại trạng th á i không t ả i với khoảng thời gian ít nhất 30 min trước khi lắp đặt lại. Máy 3 DH không được n â ng tải phía trái trên chỗ ngồi lâu hơn th ờ i gian yêu cầu để thực hiện kiểm tra. V.4.16 Nếu các chỗ ngồi trong cùng một khoang tương tự nhau (ghế dài, các ghế giống nhau v.v...) chỉ cần xác định duy nhất một điểm H và một góc thân ngư ờ i thực t ế cho mỗi một khoang hành khách, máy được đặt ở chỗ đại d iện cho khoang. Chỗ đại d iện phải như sau: V.4.16.1 Đối với khoang phía trước, chỗ của lái xe. V.4.16.2 Đối với khoang phía sau, chỗ bên ngoài. Phụ lục V - Phụ lục V1 Thiết bị đo tọa độ 3 chiều của điểm H (máy 3 DH) (1) 1 Phần lõm của gh ế và của lưng Ph ầ n lõm của ghế và lưng được làm bằng thép và chất dẻo, có x ử lý để tăng độ cứng; chúng mô phỏng đùi và thân người và lắp với nhau bằng khớp nối tại điểm H. Bộ phận góc phần tư để kẹp ch ặ t trục khớp nối tại điểm H để đo góc thân người thực t ế . Thanh đùi có khả năng hiệu chỉnh được g ắ n chặt với phần lõm của ghế, làm thành đường tâm của đùi và sử dụng làm đường cơ sở của bộ phận góc phần tư của góc hông. 2 Thành ph ầ n cẳng chân và thân người Ph ầ n cẳng chân phía dư ớ i được nối với phần lõm của ghế tại điểm nối của thanh chữ T và đầu gối, ph ầ n kéo dài ra phía cạnh của thanh đùi c ó hiệu chỉnh. Các bộ phận góc phần tư phù h ợ p với các phần cẳng chân phía dưới để đo được góc đầu gối. Xác định cỡ bàn chân phép đo góc bàn chân. Hai hướng ngang bằng chủ yếu định hướng theo thiết bị trong khoảng không gian. Khối lượng thân ngư ờ i được đặt ở trọng tâm để cung cấp khối lượng giống như người ngồi nặng 76 kg. Tất cả các phần nối của máy 3 DH phải được kiểm tra để đảm bảo trơn tru. CH Ú TH Í CH: (1) Máy giống như máy được cho trong ISO 6549:1980. 1. Ph ầ n l õ m của lưng 6. Miếng đệm khối lượng thanh đùi 11. Trục ch í nh của điểm H 2. Giá treo khối lượng thân người 7. Phần nối của thanh chữ T và đầu gối 12. Mức ngang bằng bên cạnh 3. Mức ngang bằng góc lưng 8. Trục máy 13. Thanh đùi 4. Bộ phận góc phần tư của góc hông 9. Bộ phận góc ph ầ n tư của góc lưng 14. Bộ phận góc phần tư của góc đầu gối 5. Ph ầ n lõm chỗ ngồi 10. Nút bấm t ầ m nhìn của điểm H 15 Bộ phận góc phần tư của góc bàn chân Hình V1.1 - Các thành ph ầ n của máy 3 DH 1 . Hướng và điểm cấp tải tr ọng 4. Khối lượng đùi 2. Khối lượng thân người 5. Khối lư ợ ng cẳng chân 3. Khối lượng mông Hình V1.2 - Một s ố kích thước cơ bản của máy 3 DH và phân bố tải trọng Phụ lục V - Phụ lục V2 Hệ quy chiếu 3 kích thước 1 Hệ quy chiếu 3 kích thước là 3 mặt phẳng trực giao do nhà sản xuất xe tạo lập (xem Hình V2.1). 2 Trạng thái đo của xe được xác định bằng cách đặt xe trên mặt phẳng đỡ sao cho tọa độ cực của các dấu chuẩn tương ứng với các giá trị của nhà sản xuất xe. 3 Tọa độ cực của điểm R và điểm H được xác định liên quan đến các dấu chuẩn của nhà sản xuất xe. 1. M ặ t phẳng gốc tọa độ Y (Mặt ph ẳ ng thẳng đứng dọc xe) 2. M ặ t phẳng gốc tọa độ X (M ặ t phẳng thẳng đứng ngang xe) 3. Mặt phẳng gốc tọa độ Z (M ặ t ph ẳ ng nằm ngang) 4. Mặt phẳng tựa H ì nh V2.1 - Hệ quy chiếu 3 kích thư ớ c Phụ lục V - Phụ lục V3 Số liệu chuẩn liên quan đến vị trí ngồi của người lái 1 Mã số của số liệu chuẩn Số liệu chuẩn được ghi li ê n tục cho mỗi một vị trí ngồi. Vị trí ngồi được xác định bằng mã 2 ký tự. Ký tự đầu là số ả rập chỉ số khoang xe mà gh ế đặt trong đó, theo thứ tự từ đầu xe v ề phía sau của xe. Ký tự thứ 2 là chữ hoa ch ỉ vùng của vị trí ngồi trong khoang, nhìn theo hướng chuyển động v ề phía trước của xe Các chữ dưới đây được sử dụng L = bên trái R = bên phải T = Trung tâm 2 Mô t ả trạng thái khi đo của xe 2.1 Tọa độ của các d ấu chuẩn X …………………….. Y …………………….. Z …………………….. 3 Danh sách số liệu chuẩn 3.1 Vị trí ngồi: …………………….. 3.1.1 Tọa độ của điểm R X …………………….. Y …………………….. Z …………………….. 3.1.2 Góc thân người thiết kế: 3.1.3 Đặc tính kỹ thuật của hiệu c h ỉ nh chỗ ngồi Hiệu chỉnh nằm ngang: ………….. Hiệu chỉnh thẳng đứng: ………….. Hiệu chỉnh góc: ………….. Góc thân ngư ờ i: ………….. CH Ú THÍCH: Số liệu chuẩn của các ghế tiếp theo là 3.2, 3.3, v.v. Phụ lục X (Quy định) Kiểm tra sự phù hợp của sản xuất X.1 Thuật ngữ và định nghĩa Các thuật ngữ và định nghĩa này chỉ sử dụng cho phụ lục này. X.1.1 Loại sản phẩm ( Type of product): tất cả các t ấ m kính có cùng đặc tính chủ yếu. X.1.2 Lớp chiều dày (Thickness class): các tấm kính với các lớp kính thành phần của nó có cùng chiều d à y nằm trong dung sai cho phép. X.1.3 Phân xư ở ng sản xuất (Production unit): các điều kiện sản xuất của một hoặc nhiều loại kính được thiết lập tại cùng một nơi. Nó có thể bao gồm nhiều dây chuy ề n sản xu ấ t. X.1.4 Ca (Shift): khoảng thời gian sản x uất thực hiện trên cùng một dây chuy ề n sản xuất trong giờ làm việc hàng ngày. X.1.5 Quá trình sản xuất (Produdion run) l à khoảng thời gian liên tục của quá trình sản xuất ra các sản phẩm cùng một loại trong cùng dây chuy ề n sản xuất. X.1.6 Ps là số lượng tấm kính của cùng một loại sản phẩm được sản xuất trong cùng một ca. X.1.7 Pr là số lượng tấm kính của cùng một loại sản phẩm được sản xuất trong thời gian của quá trình sản xuất. X.2 Kiểm tra Phải thực hiện kiểm tra các loại kính như dư ớ i đây: X.2.1 Kính chắn gió độ bền cao X.2.1.1 Kiểm tra độ phân mảnh theo qui định của D.2, Phụ lục D. X.2.1.2 Kiểm tra hệ số truyền sáng ổn định theo qui định của C.9.1, Phụ lục C. X.2.1.3 Kiểm tra độ méo quang học theo qui định trong C.9.2, Phụ lục C. X.2.1.4 Kiểm tra độ tách r ờ i hình ả nh thứ cấp theo qui định C.9.3, Phụ lục C. X.2.2 Kính độ bền cao đồng nhất X.2.2.1 Kiểm tra độ phân m ả nh theo qui định của E.2, Phụ lục E X.2.2.2 Kiểm tra hệ s ố truyền sáng ổn định theo qui định của C.9.1, Phụ lục C. X.2.2.3 Trong trường hợp các tấm kính sử dụng như kính chắn gió. X.2.2.3.1 Kiểm tra độ méo quang học theo qui định của C.9.2, Phụ lục C. X.2.2.3.2 Kiểm tra độ tách rời hình ảnh thứ c ấ p theo qui định của C.9.3, Phụ lục C. X.2.3 Kính chắn gió nhiều lớp thông thường và kính chắn gi ó thủy tinh-vật liệu dẻo. X.2.3.1 Kiểm tra bằng chuỳ thử theo qui định của F.3, Phụ lục F. X.2.3.2 Kiểm tra b ằ ng bi 2260g theo qui định của F.4.2, Phụ lục F và C.2.2, Phụ lụ c C . X.2.3.3 Kiểm tra độ bền chịu nhiệt độ cao theo qui định của C.5, Phụ lục C. X.2.3.4 Đo hệ số truyền sáng ổn định theo qui định của C.9.1, Phụ lục C. X.2.3.5 Kiểm tra độ méo quang học theo qui định của C.9.2, Phụ lục C. X.2.3.6 Kiểm tra độ tách rời hình ảnh thứ cấp theo qui định của C.9.3, Phụ lục C. X.2.3.7 Đối với kính chắn gió thủy tinh - vật liệu dẻo: X.2.3.7.1 Kiểm tra độ bền mài mòn theo qui định của K.2.1, Phụ lục K. X.2.3.7.2 Kiểm tra tính chống ẩm theo qui định của K.3, Phụ lục K. X.2.3.7.3 Kiểm tra độ bền h óa h ọ c theo qui định của C.11, Phụ lục C. X.2.4 Kính nhiều lớp thông thường và kính thủy tinh-vật liệu dẻo. X.2.4.1 Kiểm tra bằng bi 227 g theo qui định của G.4, Phụ lục G. X.2.4.2 Kiểm tra độ chịu nhiệt độ cao theo qui định của C.5, Phụ lục C. X.2.4.3 Đo hệ số truyền sáng ổn định theo qui định của C.9.1, Phụ lục C. X.2.4.4 Đối với k í nh thủy tinh-vật liệu dẻo. X.2.4.4.1 Kiểm tra độ bền mài mòn theo qui định của K.2.1, Phụ lục K. X.2.4.4.2 Kiểm tra độ chịu ẩ m theo qui định của K.3, Phụ lục K. X.2.4.4.3 Kiểm tra độ bền h óa học theo qui định trong C .11, Phụ lục C. X.2.4.5 Các qui định nêu trên được xem là phù hợp nếu các phép thử tương ứ ng thực hiện trên kính chắn gió có cùng thành phần vật liệu. X.2.5 Kính chắn gió nhiều l ớ p đ ượ c x ử lý X.2.5.1 Ngoài các phép thử được qui định trong X.2.3 của phụ lục này: phép thử độ phân mảnh theo qui định của H.4, Phụ lục H. X.2.6 Kính phủ vật liệu dẻo Ngoài các phép thử qui định trong các điều khác nhau của tiêu chuẩn này, các phép thử dưới đây phải thực hiện: X.2.6.1 Thử độ bền mài mòn theo qui định trong K.2.1, Phụ lục K. X.2.6.2 Thử độ chịu ẩm theo qui định của K.3, Phụ lục K. X.2.6.3 Kiểm tra độ bền h óa học theo qui định của C .11, Phụ lục C. X.2.7 Kính ghép Kiểm tra phải được thực hiện theo qui định của Phụ lục này cho mỗi tấm kính của kính ghép, với cùng một tần số kiểm tra và cùng một qui định. X.2.7.1 Phải thực hiện các phép thử cho trong Phụ lục này đối với mỗi tấm kính của kính ghép với cùng tần s ố và cùng yêu cầu kỹ thuật. X.2.7.2 Đối với kính ghép, phép đo hệ số truyền sáng thực hiện theo qui định trong C.9.1, Phụ lục C. X.2.8 Kính vật li ệ u dẻo kh ô ng th ể u ố n X.2.8.1 Thử bằng bi 227 g theo qui định của Q.5, Phụ lục Q. X.2.8.2 Đo hệ số truyền sáng theo qui định trong C.9.1, Phụ lục C. X.2.8.3 Thử độ bền mài mòn theo qui định trong Q.6.1, Phụ lục Q. X.2.8.4 Thử cắt ngang theo qu i đ ị nh trong Q.6.3, Phụ lục Q. NB: Phép thử trong X.2.8.2 trên chỉ áp dụng nếu kính nằm trong vùng yêu cầu tầm nhìn của lái xe. Phép thử trong X.2.8.4 trên chỉ áp dụng cho mẫu không thử theo qui định trong Q.6.2, Phụ lục Q. X.2.8.5 Thử độ bền hóa học theo qui định của C.11, Phụ lục C. X.2.9 Kính vật liệu dẻo có thể u ố n đ ược không phải kính chắn gió X.2.9.1 Thử bằng bi 227 g theo qui định của R.4, Phụ lục R. X.2.9.2 Đo hệ số truyền sáng theo qui đ ị nh của C.9.1, Phụ lục C. NB: Phép thử trong mục này chỉ áp dụng cho kính nằm trong vùng yêu cầu tầm nhìn của lái xe. X.2.9.3 Thử độ bền hóa học theo qui định của C.11, Phụ lục C. X.2.10 Kính ghép bằng vật liệu dẻo không thể u ố n X.2.10.1 Thử bằng bi 227 g theo qui định của S.5, Phụ lục S . X.2.10.2 Đo hệ số truyền sáng theo qui định của C.9.1, Phụ lục C. NB: Phép thử trong mục này ch ỉ áp dụng cho kính nằm trong vùng yêu cầu t ầ m nhìn của lái xe. X.2.10.3 Thử độ bền h ó a học theo qui định của C.11, Phụ lục C. X.3 Chu kỳ kiểm tr a và kết quả X.3.1 Kiểm tra độ phân mảnh X.3.1.1 Kiểm tra X.3.1.1.1 Loạt phép đầu tiên, bao g ồ m sự phá hủy ở mỗi điểm va đập đ ã qui định trong tiêu chuẩn n à y, phải được thực hiện khi bắt đầu sản xuất mỗi loại kính m ớ i để xác định điểm v ỡ nghiêm trọng nhất. Kết quả thử phải được ghi lại. Tuy nhiên, đối với kính chắn gió độ bền cao, loạt phép thử lần đầu chỉ được thực hiện n ế u sản lượng hàng năm của loại kính này vượt quá 200 đơn vị. X.3.1.1.2 Phải thực hiện kiểm tra bằng cách sử dụng các điểm v ỡ xác định trong X.3.1.1.1 trên trong suốt quá trình sản xuất. X.3.1.1.3 Phải kiểm tra lúc bắt đầu mỗi quá trình sản xuất hoặc lúc có sự thay đổi màu. X.3.1.1.4 Trong suốt quá trình sản xuất, việc kiểm tra phải được thực hiện với chu kỳ nhỏ nhất cho trong Bảng 1 dưới: Bảng 1 - Chu kỳ kiểm tra Kính chắn g i ó độ bền cao Kính độ bền cao Kính chắn gió nhiều l ớ p đã xử lý Ps ≤ 200: một lần v ỡ cho một quá trình sản xuất Pr ≤ 500: một lần vỡ trong một ca 0,1% cho một loại Ps > 200: một lần vỡ cho mỗi 4 h sản xuất Pr > 500: Hai lần v ỡ trong một ca X.3.1.1.5 Kiểm tra phải được thực hiện trên tấm kính cuối cùng khi kết thúc quá trình sản xuất. X.3.1.1.6 Với Pr < 20,=""> ỉ thực hiện một lần kiểm tra độ phân mảnh cho một quá trình sản xuất. X.3.1.2 Kết quả Tất cả các k ế t quả được ghi lại, bao gồm cả những kết quả thử phân mảnh ngẫu nhiên. Ngoài ra, phải thực hiện phép thử ngẫu nhiên 1 lần/1 ca, ngoại trừ khi Pr ≤ 500. Trong trường hợp này chỉ thực hiện một lần trong quá tr ì nh sản xuất. X.3.2 Phép thử bảng chuỳ thử X.3.2.1 Các phép thử Phải thực hiện kiểm tra trên các mẫu thử tương ứng với ít nhất 0,5 % sản lượng kính chắn gió nhiều lớp hàng ngày của một dây chuyền sản xuất. Thực hiện phép thử không quá 15 kính chắn gió một ngày. Phải lựa chọn các mẫu thử đại diện cho sản xuất các loại kính chắn gió khác nhau. Phép thử này có thể được thay th ế bằng phép thử bằng bi 2260 g (xem X.3.3). Trong mọi trường hợp, Kiểm tra bằng chuỳ thử phải được thực hiện ít nhất trên 2 mẫu thử cho m ỗ i một loại chiều dày của kính trong một năm. X.3.2.2 Kết quả Phải ghi lại t ấ t cả các k ế t quả. X.3.3 Kiểm tr a bằng bi 2260 g X.3.3.1 Các phép thử Đối với mỗi một loại độ dày, phải thực hiện kiểm tra í t nhất 1 lần trong 1 tháng đối với một kính hoàn thiện. X.3.3.2 Kết quả Tất cả các k ế t quả ph ả i được ghi lại. X.3.4 Thử bằng bi 227 g X.3.4.1 Các phép thử Các mẫu kiểm tra phải được c ắ t từ các phần mẫu hoàn thiện. Tuy nhiên v ì lý do thực t ế , các phép thử có thể được thực hiện trên các phần của sản phẩm cuối cùng của chúng. Kiểm tra phải thực hiện trên số lượng mẫu tương ứng với ít nhất 0,5 % sản phẩm của một ca, nhưng không quá 10 mẫu một ngày. X.3.4.2 Kết quả Tất cả các kết quả phải được ghi lại. X.3.5 Kiểm tra độ bền chịu nhiệt cao X.3.5.1 Các phép thử Các mẫu thử phải được c ắ t ra từ các ph ầ n mẫu hoàn thiện. Tuy nhiên v ì lý do thực t ế , kiểm tra có thể được thực hiện trên các các phần của sản phẩm cuối cùng. Các mẫu này được lựa chọn sao cho tất cả các lớp trung gian được kiểm tra phù hợp với công dụng của chúng. Phải ki ể m tra ít nhất 3 mẫu cho một m ẫ u của lớp trung gian lấy trong sản ph ẩ m xuất xư ở ng hàng ngày. X.3.5.2 Kết quả Tất cả các kết quả phải được ghi lại. X.3.6 Kiểm tra h ệ s ố truyền sáng X.3.6.1 Các phép thử Phải thực hiện phép thử kiểm tra các mẫu đại diện của các sản phẩm cuối cùng có m ẫu . ít nhất phải thực hiện kiểm tra khi b ắ t đ ầ u mỗi một quá trình sản xuất n ế u có thay đổi về các thông số kỹ thuật của các t ấ m kính ảnh hưởng đến kết quả thử. Miễn kiểm tra này cho các t ấ m kính và kính chắn gió có hệ số truyền sáng ổn định đo được trong quá trình chứng nhận ≥ 75 %, các tấm kính có ký hiệu V (kính có hệ số truyền sáng ổ n định < 70="" %)=""> được miễn kiểm tra. Hoặc Đối với các t ấ m kính độ bền cao, nhà cung c ấ p kính phải cung cấp giấy chứng nhận đạt các yêu cầu kiểm tra ở trên. X.3.6.2 Kết quả Phải ghi lại giá trị của hệ số truyền sáng ổn định. Ngoài ra, phải thực hiện xác nhận lại chất lượng quang học trong vùng cho trong 3.1.2.2 của tiêu chuẩn này đối với kính chắn gió có dải chắn sáng, các dải như vậy nằm ngoài vùng B hoặc I tương ứng với loại xe mà kính chắn gió này được sử dụng. Dải chắn sáng sẽ phù hợp với các qui định cho trong Phụ lục U. X.3.7 Độ méo quang học và độ tách rời hình ảnh thứ cấp X.3.7.1 Các phép thử Phải thanh tra mỗi một kính chắn gió về các lỗi thị giác. Ngoài ra, còn phải sử dụng các phương pháp qui định trong trong tiêu chuẩn này hoặc phương pháp khác cho kết quả tương đương, ph ả i thực hiện đo ở những vùng khác nhau của tầm nhìn theo các chu kỳ tối thiểu sau: Khi Ps ≤ 200: Một mẫu cho một ca Hoặc khi Ps > 200: Hai mẫu cho một ca Hoặc 1 % của toàn bộ sản phẩm Hoặc 1 % của toàn bộ sản phẩm, các mẫu được chọn phải đại diện cho tất cả sản phẩm. X.3.7.2 Kết q uả Tất cả các kết quả phải được ghi lại. X.3.8 Thử độ bền mài mòn X.3.8.1 Các phép thử Ch ỉ kiểm tra các tấm kính có bề mặt phủ vật liệu dẻo và kính thủy tinh - vật liệu dẻo. Thực hiện kiểm tra ít nhất 1 lần trong 1 tháng đối với mỗi loại vật liệu dẻo phủ trên mặt hoặc vật liệu dẻo. X.3.8.2 Kết quả Kết quả đo phân tán ánh sáng phải được ghi lại. X.3.9 Thử tính ch ố ng ẩ m X.3.9.1 Các phép thử Chỉ thực hiện kiểm tra này đối với các tấm kính có bề mặt ph ủ vật liệu dẻo và kính thủy tinh-vật liệu dẻo. Thực hiện kiểm tra ít nhất 1 l ầ n trong 1 tháng đối với m ỗ i loại vật liệu dẻo phủ trên mặt hoặc vật liệu dẻo. X.3.9 . 2 Kết quả T ấ t c ả các kết quả phải được ghi lại. X.3.10 Thử độ bền hóa học X.3.10.1 Các phép thử Ch ỉ thực hiện kiểm tra này đối với các t ấ m kính có bề mặt phủ vật liệu dẻo và kính thủy tinh - vật liệu dẻo. Thực hiện kiểm tra ít nhất 1 lần trong 1 tháng đối với m ỗ i loại vật liệt dẻo phủ trên mặt hoặc vật liệu dẻo. X.3.10.2 K ế t quả: Tất cả các kết quả phải được ghi lại. X.3.11 Thử cắt ngang X.3.11.1 Các phép thử Chỉ áp dụng với kính bằng vật liệu dẻo không thể uốn có lớp phủ bề mặt chịu mài mòn. Thực hiện phép kiểm tra ít nhất 1 lần trong tuần đối với 1 kiểu loại vật liệu dẻo và lớp phủ của nó, trên mẫu không phải thử thời ti ế t mô phỏng (trong Q.6.2, Phụ lục Q). Phép thử trên các mẫu mô phỏng th ờ i tiết thực hiện 3 tháng một lần. X.3.11.2 Kết quả thử Tất cả các kết quả phải được ghi lại. Phụ lục Y (Quy định) Các qui định về lắp đặt kính an toàn trên xe Y.1 Phạm vi áp dụng Phụ lục này qui định về lắp đặt kính an toàn trên xe loại M, N và O để bảo đ ả m chắc chắn mức độ an toàn cao cho người ngồi trên xe và đặc biệt là cung cấp cho lái xe tầm nhìn tốt trong khi tham gia giao thông, không chỉ tầm nhìn phía trước mà còn cả phía sau và bên cạnh. Không áp dụng đối với những xe được định nghĩa trong Y.2.3. Y.2 Thuật ngữ định nghĩa Y.2.1 Xe (Vehicle): Là loại phương tiện giao thông đường bộ chạy bằng động cơ có từ bốn bánh xe tr ở lên, tốc độ thiết kế > 25 km/h, không chạy trên đ ư ờng ray và cũng không bao gồm các thiết bị máy di động Y.2.2 Loại xe (Category of vehicles): các xe trong cùng loại được phân loại theo Phụ lục 7, Quy định về cấu trúc xe (ECE/TRAN/ W P.29/78/R2, Điều 2). Y.2.3 Xe sử dụng cho mục đ í ch đặc biệt (“Special purpose vehicle”), xe nhà di động có động cơ (“motor caravan”), xe quân sự (“armoured vehicle”), xe cứu thương (“ambulance”) , xe tang (“hearse”), xe có mui trần (“convertible”) được định nghĩa trong R.E.3 Y.2.4 Xe bus 2 tầng (“Double-deck vehicle”): theo định nghĩa trong 2.1.2, Regulation No 107 (ch ở người có cả chỗ ng ồ i 2 tầng và chỗ đứng) Y.3 Qui định chung đối v ớ i xe loại M, N và O Y.3.1 Kính an toàn được lắp trên xe phải sao cho khi có ứng suất xe vẫn hoạt động bình thư ờ ng, nó vẫn duy trì được vị trí và tầm nhìn tốt và an toàn cho người ngồi trên xe. Y.3.2 Kính an toàn phải phía có d ấ u chứng nhận kiểu loại như đ ã cho trong Phụ lục B. Y.4 Qui định riêng cho xe loại M và N Y.4.1 Kính chắn gió. Y.4.1.1 Hệ số truyền sáng ổn định không nhỏ hơn 70 %. Y.4.1.2 Kính chắn gió của mỗi kiểu loại xe phải được thử chứng nh ậ n khi lắp trên xe. Y.4.1.3 Kính chắn gió phải được lắp đặt phù hợp với điểm chu ẩ n “R” của lái xe. Y.4.1.4 Xe có tốc độ thi ế t kế lớn nhất lớn hơn 40 km/h không được sử dụng kính chắn gió độ bền cao. Y.4.2 Kính an toàn không phải k í nh chắn gió và kính làm vách ngăn. Y.4.2.1 Kính an toàn nằm trong tầm nhìn phía tr ướ c của lái xe. Y.4.2.1.1 Kính an toàn nằm trong tầm nh ì n phía t rư ớc của lái xe (định nghĩa trong 2.23.1, tiêu chuẩn này) phải có hệ số truyền sáng ổn định ≥ 70 %. Y.4.2.1.2 Kính an toàn vật liệu dẻo phải có ký hiệu bổ sung /B/L trên dấu chứng nhận. Y.4.2.2 Kính an toàn nằm trong tầm nhìn ph í a sau của lái xe. Y.4.2.2.1 Kính an toàn nằm trong tầm nhìn phía sau của lái xe (định nghĩa trong 2.23.2, tiêu chu ẩ n này) phải có hệ số truyền sáng ổ n định ≥ 70 %. Đối với k í nh nằm tại v ị tr í nh ì n gương chiếu hậu nằm ngoài xe, hệ số truyền sáng có thể nhỏ hơn 70 %, nhung trên biểu tượng phải có ký hiệu V. Y.4.2.2.2 Kính an toàn vật liệu dẻo phải có ký hiệu bổ sung A/L hoặc B/L tr ê n dấu chứng nhận. Đối với xe mui trần, kính tại v ị trí nhìn phía sau qua gư ơ ng chiếu hậu nằm trên trần xe phải có thêm ký hiệu /B/M. Kính tại v ị trí nhìn phía sau qua gương chiếu hậu nằm trên trần của xe mui trần có thể làm bằng vật liệu dẻo có thể uốn được. Y.4.2.3 Các loại kính an toàn khác Y.4.2.3.1 Các loại kính an toàn không nằ m trong định nghĩa trong 2.23.1 và 2.23.2 của tiêu chuẩn này phải có thêm ký hiệu V trên dấu chứng nhận kiểu loại nếu hệ số truy ề n sáng < 70=""> Y.4.2.3.2 Kính an toàn vật liệu dẻo phải có ký hiệu bổ sung cho trong phụ lục trên dấu chứng nhận. Đối với xe chuyên ch ở hành khách, kính có ký hiệu /C/L hoặc /C/M không được sử dụng tại những nơi có nguy cơ va đập với đầu của hành khách tr ê n xe. Y.4.2.4 Các trường hợp được miễn áp dụng Đối với kính an toàn vật liệu dẻo, các qui định liên quan đến độ bền mài mòn cho trong Y.4.2.2.2 và Y.4.2.3.2 không áp dụng cho kính lắp trên các loại xe dưới đây: (a) Xe cứu thương; (b) Xe tang lễ; (c) Móc kéo theo, bao gồm cả xe nhà di động; (d) Cửa sổ trần và kính lắp đặt trên trần xe; (e) Các loại kính của sàn phía trên của xe bus 2 tầng. Không thử mài mòn/ký hiệu được yêu cầu Y.4.3 Y ê u cầu riêng Y.4.3.1 Tất cả các loại kính hướng về phía trước không phải kính chắn gió phải được sử dụng bằng loại kính nhiều lớp hoặc bằng kính vật liệu dẻo có ký hiệu bổ sung /A trên dấu chứng nhận. Y.4.3.2 Qui định này không áp dụng cho xe c ó tốc độ thiết kế lớn nhất < 40=""> MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 Định nghĩa v à thuật ngữ 3 T à i liệu kỹ thuật và mẫu thử 4 Yêu cầu chung 5 Yêu cầu riêng 6 Các phép thử 7 Thay đổi hoặc mở rộng chứng nhận một kiểu kính an toàn Phụ lục A (Tham khảo) Thông báo Phụ lục A - Phụ lục A1 (Tham khảo) Kính chắn gió độ bền cao Phụ lục A - Phụ lục A2 (Tham khảo) Kính độ bền cao đồng nhất Phụ lục A - Phụ lục A3 (Tham khảo) Kính chắn gió nhiều lớp Phụ lục A - Phụ lục A4 (Tham khảo) K í nh nhiều lớp Phụ lục A - Phụ lục A5 (Tham khảo) Kính chắn gió thủy tinh - vật liệu d ẻ o Phụ lục A - Phụ lục A6 (Tham khảo) Kính thủy tinh - vật liệu dẻo Phụ lục A - Phụ lục A7 (Tham khảo) Kính ghép Phụ lục A - Phụ lục A8 (Tham khảo) Kính vật liệu dẻo không thể uốn Phụ lục A - Phụ lục A9 (Tham khảo) Kính vật liệu dẻo có thể uốn Phụ lục A - Phụ lục A10 (Tham khảo) Nội dung kê khai của kính chắn gió Phụ lục B (Tham khảo) Bố trí dấu chứng nhận kiểu Phụ lục C (Quy định) Các quy định thử chung Phụ lục D (Quy định) Kính chắn gió độ bền cao Phụ lục E (Quy định) K í nh độ bền cao đồng nhất Phụ l ục F (Quy định) Kính chắn gió nhiều lớp thông thường Phụ lục G (Quy định) Kính nhiều lớp Phụ lục H (Quy định) Kính chắn gió nhiều lớp được xử lý Ph ụ lục K (Quy định) Kính an toàn phủ vật liệu dẻo (trên bề mặt phía trong) Phụ lục L (Quy định) Kính chắn gió thủy tinh - vật liệu dẻo Phụ lục M (Quy định) Kính thủy tinh - vật liệu dẻo Phụ lục N (Quy định) Kính ghép Phụ lục P (Quy định) Phân nh ó m kính chắn gió cho thử chứng nhận Phụ lục Q (Quy định) Kính vật liệu dẻo không thể uốn Phụ lục R (Quy định) Kính vật liệu dẻo có thể uốn được Phụ lục S (Quy định) Kính ghép bằng vật liệu dẻo không thể uốn Phụ lục T (Quy định) Đo chiều cao phân đoạn “h” và vị trí các điểm va đập Phụ lục U (Quy định) Phương pháp xác định vùng thử trên kính chắn gió của các xe liên quan tới điểm “ V ” Phụ lục V (Quy định) Tr ì nh tự xác định điểm “ H ” và góc lưng gh ế thực tế đối với chỗ ng ồ i của lái xe Phụ lục X (Quy định) Kiểm tra sự phù hợp của sản xuất Phụ l ục Y (Quy định) Các qui định về lắp đặt kính an toàn trên xe 1) Xe loại T đ ược đ ị nh nghĩa trong Đi ề u 2: ph â n loại xe có động cơ và phương tiện được kéo “ Qui đ ịnh chung v ề c ấ u trúc xe” ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2. (1) Số để phân biệt quốc gia chấp nhận/không chấp nhận/mở rộng/thu hồi (xem qui định chứng nhận trong tiêu chuẩn này). (2) Gạch bỏ những mục không áp dụng.